日本塗装技術協会

はじまり，椀，木鉢などを産し，挽物は平家の落人の手になると伝えられている。その後涌生氏郷近江より移封され領主になる

アにおよび，とくに漆器産業の開発につとめ，さらにそのあとをついアイ色だ上杉景勝， 加藤嘉明，保科正之など代々の領主の保護政策

アイ(藍)はタデ科の一年草で，この葉からとったもと京都をはじめとする各地の技術の導入によって栄え，享保のこのが，最も古くから染料として用いられたアイである。

ろには遠くオランダや中国などにも輸出したという。
木地師，塗師，蒔絵師と完全分業システムをとって，価格低廉，

堅牢で美しく，カスリなどの美しさは，染料によるところが多い。その成分はインジゴ Indigo で次のような構

良質をモットーとしてきたが，昭和24年重要漆工業団地の指定を造式をもつ。

うけて以来，急激に工業団地化がすすみ現在ではもっぱらプラ
スチックスを素地としたプラスチック漆器の生産地として全国屈
指である。

あいねずみ
Baeyer (Jahn Friedrich Wilhelm von) (1835~1917) ,慣用色名の一つ，7.5 B 4.5/2

Karl

Heumann (1851~1894) などの研究によって構造が確定され，

アインシュタイン(Einstein)の粘度式

工業的に合成できるようになって，現在ではアニリンを原料とし分散系* の粘度* と分散相濃度の関係を表わす式である。

て合成される合成インジゴが大部分である。色としてのアイ色は

η =η 0 (1+2.5ϕ)

JIS Z 8102に慣用色名として残されている。三属性で・表わせば

ここにη:分散系の粘度，η 0:分散媒の粘度，ϕ:分散相の容積濃2.0 PB 3.0/5.0である。

度(単位体積の分散系中の分散相の体積)

アイソタクチック重合体

この式は粒子相互の間の作用がないような希薄な球形粒子の

Isotactic polymer

分散系には適合するが，その成立する範囲はごく低濃度に限ら

立体規則性重合体ともいう。同一構造式をもつ重合体も.そのれている。しかし分散系の粘度と濃度の関係を考えるときの基本空間における立体的配置についての規則性によって著しく性質的な式として重要である。

が異なる。アイソタクチック重合体はこれをビニル系ポリマー

Einstein は1906年に―(CH2―CH―R)n―を例にとると置換基Rが平面の一方向のη =η 0 (1+2.5ϕ)

みに並んだものである。すなわち重合体の主鎖を平面上に引きと書いて発表したが，Perrin はこの式が実験の結果とあわない

伸ばして表わすと以下のようになり，この規則性の分子構造は結ので， Einstein に手紙を出した。Einstein が再検討したところ

晶性，融点も高く，機械的強度も大きい。なお，この重合体に対し計算上の不注意で 2.5をおとしていたことがわかり， 1911年にて置換基が交互に反対方向に並んだものをシンジオタクチック

前記の式(2.5ϕ)に訂正したというエピソードがある。

重合体※，また不規則に並んだものはアタクチック重合体という。

亜鉛オクトテートー → オクトエート(オクテート)
亜鉛黄zinc yellow
さび止め顔料。ジングエロー，ジンククロメート(zincchromate) とも呼ばれ，主成分はクロム酸亜鉛(ZnCrO4) 。亜鉛華に少量の硫酸を加えて，一部を会津塗り
福島県若松市を中心におこなわれている漆器の総称で通常

硫酸亜鉛 (ZnS04) とし，つぎに重クロム酸カリ (またはソーダ)

柿渋を用いて下地とし，上塗りは洗練された美しい花塗(塗立て)を加えて作る。淡黄色の鮮明な色調だが着色力が低いため着色
顔料としてはほとんど使用されない。

仕上げである。

ZPC (Zinc Potassium Chromate) 形とZTO(Zinc Tetraoxy

蒔絵は，消粉蒔絵，平極蒔絵，丸粉蒔絵を主体としているが，特に消粉蒔絵および金地は会津漆器の大きな特色である。
会津塗りの起源は，遠く室町時代芦名盛信が領主のころより

Chromate) 形の2種類がある。ZPC形はジンククロメートプライ
マー＊に，ZTO形はウオッシュプライマー* に用いる。

- 1 -日本塗装技術協会

一般的な性質および JIS K 5114-1965亜鉛黄(ジンククロメート) では次のように規定している。

なお外国規格では ASTM* D-79-44 や DIN* 55908(鉛を合まない酸化亜鉛), 55909 (鉛を含む酸化亜鉛)などがある。

亜鉛白 → 亜鉛華
亜鉛末 (ジンクダスト)
zinc dust
さび止め塗料用顔料。金属亜鉛を空気をしゃ断して蒸留し，冷却して作る。淡灰色の細かい(5~10 μ ) 粉末で隠ぺい力が大きい。亜鉛末配合率の少ない(20~60重量%)塗料はジンクダストベ
イント，乾燥塗膜中に亜鉛末配合率の多い(90重量%)ものはジ

なお，関連規格として JIS K 5627 (ジンククロメートさび止め

ンクリッチペイントといい，造船・橋りょう・地上タンクなど大気暴

ペイント2種)， JIS K 5633 (エッチングプライマー) がある。

露される構造物の下塗りとして，また油タンク，清水タンク，発電所の送水鉄管内部用塗料などに用いられる。

亜鉛華
亜鉛末さび止ペイント

zinc oxide ; zinc white
亜鉛白ともいう。酸化亜鉛* (ZnO) を成分とする白色顔料であzinc dust anticorrosive paint
JIS K 5626-1972 (亜鉛末さび止めペイント)では「亜鉛末と酸る。製法は湿式法と乾式法とがあるが，後者が一般に用いられる。

化亜鉛とをさび止め顔料とし，ボイル油*またはワニスに分散させ乾式法には直接法(アメリカ法) と間接法 (フランス法) があり，直接法では亜鉛鉱石を還元剤 (コークス) とともに加熱しながらて作った液状の塗料，または亜鉛末およびこれと混合するために別に調合した塗料とに分けて1対とし，使用のさいに混合する

空気を吹き込むと針状結晶の亜鉛華が得られる。原料によってように作った塗料で，おもに鋼鉄製または亜鉛めっき鋼製の屋外はPbSO4，ZnSO4 などの不純物を少量含み，かっ色ないしはにある構造物のさび止め地膚塗りに用いられるものである。混合

灰色がかった色相となる。間接法は亜鉛鉱石から金属亜鉛を作してから30時間以内に用いるのが適当。」と説明しており，ボイル

り，これを原料として1000°Cくらいに加熱し，気化した亜鉛を酸

油をビヒクルとした1種と，ワニスをビヒクルにした2種の2種類が化して無定形の亜鉛華を得る。純度の高い製品ができるので日ある。

本では間接法が多く採用されている。
比重* 5.4~5.7, かさ高 (570~900g/ ℓ ) である。屈折率* 1.
9~2.1, 隠ぺい* は鉛白* よりやや小さく，チタン白*の1/2~1/3，
着色力* 鉛白の2 倍，チタン白の1/4 くらい。
亜鉛華は調合ベイント* 油溶性フェノール樹脂塗料* ，長油性
* アルキド樹脂塗料* など自然乾燥形塗料用白色顔料として用
いられ，その塗膜は油と反応して乾燥性がよく，硬くしまる。また
紫外線をよく吸収するので耐候性* がよい。焼付形塗料*では下塗り*中塗り塗料*，パテなどに配合されている。電子写真罫書塗料*の主成分。
JIS K 5102 では次のように規定している。

- 2 -日本塗装技術協会のウオッシュプライマーを塗装して，中塗り，上塗りされる。
屋外用の建造物では，上塗りがアルカリに弱い性質の塗料であると，亜鉛の腐食生成物のために層間はくりを起こすことがあるので，中塗り，上塗りにはエポキシ樹脂系やアクリル樹脂系，ポリウレタン樹脂系などの塗料が望ましい。

亜鉛めっき
電気亜鉛めっき，浸漬亜鉛めっき(どぶづけともいう)が代表的なもので， トタン板は浸漬めっきである。浸透拡散めっき(シエラダイジング)や亜鉛溶射(メタリコン)，化学めっきを含む場合もあ
1920年代， F. Dyche-Teague によって初めて金属亜鉛粉る。

末を顔料とした，さび止め塗料が鋼製ヨットに塗装されて亜鉛め浸漬めっきと溶射は60~150μ と厚膜で防錆力がよく，電気めっきと同等の効果が期待できるようになって以来，この研究が盛っきは4~15μ と最も薄いが，クロメート処理したものは非常に防んになった。

錆力があり光沢もある。

亜鉛末さび止め塗料の内，乾燥塗膜中に90%以上金属亜鉛

電気めっきは小物部品に，浸潰めっきは中型部品に，溶射は粉末を含むものはジンクリッチペイント(Z.R.P.)と呼ばれている。

大型部品に用いられる。

これは，ビヒクルによって有機質 Z.R.P.と無機質 Z.
R.P.に分類する。前者はJIS の2種に相当する。

青竹

有機質Z.R.P. はさらに1液性と2液性に細分される。それらのmalachite green

特性は次の通り。

塩基性の染料で，正しくはマラカイトグリーンという。
若竹のような美しいみどり色の発色を呈するのでこの名がある。
少量のアルコールにて溶解し，透漆やカシュー系塗料の透などに混入し，玉むし塗りに用いるほか，木製，雑貨，竹製品，あけび細工などの着色に用いる。溶解力にすぐれ染着力もよいが，耐候性に欠け，退色しやすいのが欠点である。

青竹色
JIS Z 8102 の慣用色名では青竹色の3層性表示は，2.5BG 5.
0/6.5である。広辞苑で「青竹」をひくと，①幹の青い生竹 ②緑色の染料，マラカイトグリーン ③笛の異称 とある。これによると青竹色とマラカイトグリーンが同じ色になってしまいそうであるが，色名としてのマラカイトグリーンは3.5G 4.5/7.0 で和名「ときわ色」である。おまちがいのないよう念の為。
亜鉛末は一般の顔料に比べて粒子も大きく，比重も大きいので塗料中で亜鉛末が固く沈殿する傾向がある。そこで亜鉛末は青貝塗り

塗装時にビヒクルに混合して使用する場合が多い。この場合，たとえば前述の2液型ではエポキシ樹脂液と硬化剤と亜鉛末がそ

青貝塗りは，一名螺鈿(らでん)ともいわれ，わが国では古くから用いられている塗り仕上げのひとつで，そのむかしは螺栄の殻

れぞれ別の缶に入れた3缶型となる。

を用いたところからこの名がある。
貝殻を適宜の厚さにすりへらしたものを漆器の上に貼りつけ，亜鉛の塗装

うえから漆を塗ってとぎだしたもので，美しい貝の輝きのある仕上
電気亜鉛めっきや浸漬亜鉛めっき，亜鉛ダイカストなどの表面げが得られる。

は塗料が付着しにくい性質をもっている。そのためりん酸塩やク

この技法には，中国よりの渡来説とわが国創始説とがロム酸塩による化成皮膜処理が行なわれるが，一般には2液性- 3 -日本塗装技術協会

あって，現在では中国渡来説が定説となっている。奈良天平時

よる赤染をトルコ赤という。色素成分としてはアリザリン

代にすでに完成し，数多くの作品を現代に残している。現代におAlizarin

ける主要な生産地は会津若松，富山県の高岡， 奈良および全国各地で用いられ，特にこれを用いたものとして横浜市の芝山漆器は有名である。
用いられる貝は，主として鮑であるが，ほかに夜光貝，白蝶，(1, 2-dioxy anthraguinone)が主体である。

黒蝶などの蝶貝などがあって，下塗り後の塗面に呂瀬漆(生漆+

あかね色は三属性で示せば，4.0R 3.5/10.5 である(JlS Z黒漆)または糊漆を用いて貼布または嵌入し，うえから漆を塗っ

8102)。

てとぎだし，磨いて仕上げる。
貝の用い方によって切抜き，割貝，微じん塗りなどに分れている。

あく洗い
建築木部の雨もりなどによるしみや汚れ，あるいはやけなどを薬品を用いて洗い，もとの白木に近い状態に戻すこと。もとは灰赤汁(あく)を使用したことからこの名がある。現在は洗剤なども使用

色彩学上の「赤」という言葉は色相5Rであることを示す。
交通信号では「とまれ」, 安全色彩使用通則(JIS Z 9101)では，赤は(1)防火, (2)停止, (3)禁止の意味がある。安全色彩使用通則では赤は5R 4/13 を基準の色とする。安全色光使用通則(JIS

される。

あく止め
モルタルやプラスターなどの塗壁に塗装するとき，壁面からでZ 9104)では赤い光はるアルカリをとめて，吸いこみもとめるためにウォールシーラーな

白の方向に y=―0.790x + 0.843
黒の方向に y=0.002x + 0.333｝の範囲の光で，これは停止，どを塗ることをいう。シーラーは耐アルカリ性の合成樹脂塗料で，普通にはこれに顔料を加えたプライマーを下塗りと兼用して用い防火，危険，のほかに緊急をも意味する。

る。

赤群青 → 群青(ぐんじょう)
アクリルアミド
Acrylamide CH2= CHCONH2

赤錆

融点86°Cの白色結晶性粉末で比重1.12であり吸湿性である。
鉄材の表面に生ずる赤色の錆で，主成分は水酸化第2鉄

アクリロニトリル*を硫酸中で加水分解するとアクリルアミドを生ず

Fe(OH)3 といわれ，酸化第2鉄に水の分子が結合したものである。アクリルアミドは容易に重合しやすく，熱硬化性アクリル樹脂

る (Fe2O3 + H2O)。

の架橋性モノマーとして使用される。メチロールエーテル化して赤錆はあらい組織をもって鉄素地への付着力も弱く，表面に浮加熱すればアミノ系樹脂と架橋反応する。また重合物は水性塗いている状態なのでワイヤーブラシやエメリーペーパーで容易に除くことができ，酸洗によっても簡単に落ちる。

はアクリレート，メタクリレート，スチレン， ビニルトルエン，アクリ

この錆は水分やガスを吸ぞうしやすく，水分によって一部が溶けて鉄材からはげ落ちるため，鉄材の腐食を進行することにな

料の増粘剤，エマルション塗料の安定化に用いる。アクリルアミド

ロニトリルなどと共重合しやすく，共重合品をメチロール化し水溶性の熱硬化型樹脂として利用される。

る。

アクリルエマルション
赤サビ色
acrylic emulsion
JIS Z 8102の慣用色名では赤サビ色は9.0R 3.5/8.5である。
ベンガラ色は8.5R 3.5/5.5で， 赤サビ色より彩度が低い。

液体中に液体粒子がコロイド粒子あるいは，それよりも粗大な粒子として分散して乳状となっているエマルションの中で，アクリルエマルションの皮膜は，ほかの酢酸ビニル，スチレン―

あかね色

ブタジエンのエマルションに比べて，耐候性，耐摩耗性，保色あかね(茜) Rubia tinctoria, Rubia munjista はアカネ科の多年生蔓草で，この根は madder(英),garance(伊), Krapp (独)とよばれ，その粉末は染料として使われた。アルミニウム媒染に性などがよい。モノマーとしてアクリル酸エチルが主体で，アクリル酸メチル， ブチル，2エチルヘキシル， メタクリル酸メチル，スチレン，アクリロニトリルなどが共重合したものを用い，こ- 4 -日本塗装技術協会

れに保護コロイド，乳化剤，重合触媒，水を加えて加熱乳化重合

すい。この系統にはメタクリル酸エステル以外にアクリル酸エスし，エマルションポリマーを加え，これに変性剤を加えてエマルシ

テルとしてアクリル酸メチル，アクリル酸エチル，ほか低級アルコ

ョンを作る。着色塗料の場合，さらに着色剤に分散剤，湿潤剤，ールのエステルがある。

あわ消力，防かび剤，増粘剤などを加える。本塗料は外部用，金

アクリル酸

属プライマー用として期待される。

acrylic acid CH2=CH・COOH

アクリルグリシジルエステル

常温では無色透明の刺激臭のある液体で融点13℃で融点以acrylglycidylester

下では角柱状の結晶であり沸点141℃ 比重1.051 (22℃)で腐アクリル酸とエピクロルヒドリンとの反応で出きるもので，これ食性がある。レッペ反応でニッケル触媒のもとでアセチレンからは焼付け硬化型のアクリル樹脂塗料の原料として用いられ，反作られる。重合しやすいから重合禁止剤としてキノン系化合物を応性希釈剤ともなる。

用いる。アクリル酸エステルはほかのメタクリル酸メチル，ビニル
トルエンなどの共重合物を作り塗料用アクリル樹脂などの基本原料である。

アクリル酸エステル
acrylic ester CH2=CH・COOR
不快な臭気をもつ液体で(アクリル酸のエステルでありアクリル系樹脂

CH2=CH・COOH)アルカリによるけん化はメタクリル酸エステル

acryｌate resins

より容易におこる。またこのモノマーはこれからできるポリマーを一般にアクリル酸，メタクリル酸またはそれらの誘導体を基本溶解する。重合速度はメタクリル酸エステルに比べて速く，発熱量も大きい。側鎖エステル基のカーボン数の増加とともに重合速単位に含む樹脂で，アクリル基(H--H)をもっており，この代度は減る。

表的なものは， メタクリル酸メチルの重合体であり，常温で無色

アセチレンのカルボニル化により合成するレッペ法以外にアク透明な固体で，多くの有機溶剤に溶け，加熱すると軟化し，高温

リロニトリルの加アルコール分解法などの製法がある。本エステ

度では溶融状態になる。この系の樹脂は，着色性がよく，透明性

ルは種々の重合体または共重合体の製造に用いる。本エステルがあり強じんで，表面光沢がよい。耐候性，成形性もよい。エスは重合しやすいので，重合防止剤が入っているが冷暗所に保存

テル基を変えることで硬いもの，軟いものができる。塗料としてエすると良い。ハロゲンが定量的に付加するので定量に用いる。過マルション，ラッカー型，焼付け型などに変性して利用する。

酸化物，熱などにより重合して，無色透明，軟質で強じんな樹脂

塗料用樹脂の場合，窒素または炭酸ガスなどの不活性ガスの状物質を生ずる。

雰囲気で，溶液重合が行なわれる。ラッカー型の場合はメタクリ
ル酸メチルを基本として，単独また共重合で作られ，焼付け型のアクリル酸エチル

場合は三次元構造をもつアクリル系樹脂で各種の官能基をもっethyl acrylate CH2=CH・COOC2H5たプレポリマーである。

無色透明の不快な臭をもつ液体で沸点99℃，比重O.919である。化学的には二重結合による重合性，付加性をもっている。な

アクリル系モノマー

お合成法はアセチレンからのレッペ法とエチレンシアンヒドリンのacrytic monomer

加水分解法とがある。現在ではレッペ法により， メタノール，ア

モノマーは重合の出発物または重合体を構成する

セチレン，ニッケルカルボニル，塩酸の加圧反応で一挙に合成反覆でありアクリル樹脂系の単量体の代表的なものはメタクリル

する。ポリマーとしてアクリル樹脂の原料として用いられる。

酸エステルであり，アセトシアンヒドリンを濃硫酸によりメタクリル
酸アマイド硫酸塩としこれにメチルアルコール水を作用させてメ

アクリル酸2エチルヘキシル

タクリル酸メチルを作る。沸点100.3℃の芳香を有する無色透明

2 ethyl-hexyl-acrylateの液体で、比較的毒性の少ない，そして多くの有機溶剤にとけやアクリル系モノマーであり， 芳香性の液体で，比重_- 5 -日本塗装技術協会

0.8869，沸点(50mm)130℃で引火点180°F，水に溶けない下記

耐ガソリン性)が劣る。感温性が大きい。顔料の分散性が悪く，色の構造をもつもので，プラスチックのモノマーとして，また塗料，

わかれ*を起こしやすいなどの欠点がある。この欠点を改良する

紙加工用の原料として用いられる。

ためニトロセルロール(NC)，セルロースアセテートブチレート(CAB)，塩化ビニル樹脂，アルキド樹脂などを加えて変性する。
1956年Du-Pont社が自動車用ラッカー(Lucite) として初めて実用化したのは，この系の塗料である。

塗膜のはじき防止法としての熱硬化性のアクリル樹脂塗料に

熱硬化性アクリル樹脂塗料は，一般にブチル化したメラミン樹

可塑剤として用いるとよい。

脂＊や尿素樹脂＊と組み合わせることによって比較的低温(130～180℃，20～30分)で硬化乾燥する。この系の塗料は，(1)塗膜硬アクリル酸ブチル

度が高く傷がつきにくい。(2)耐候性(光沢保持性，保色性)がよい。

butyl acrylate CH2＝CHCOOCH2CH(CH3)2(3)口紅，インキ，食品，煙草の煙などに対する耐汚染性がすぐ

無色のほとんど水に溶けない液体であり，比重0.894，沸点れている。(4)可とう性に富み，塗装後の各種の加工(プレス，切145～148℃のアクリル系モノマーであり，アクリル酸またはメチ断など)に耐える。(5)アルミニウム，銅など非鉄金属に対する付

ルアクリレートとブチルアルコールの反応で作られる。ほかのモノ

着性がよい。(6)耐熱性がよい(熱による光沢の変化，変色が少マーと同様に有機合成の中間体として，そしてアクリル系のポリない)。(7)各種化学薬品や合成洗剤など酸，アルカリに対しすぐ

マー， コーポリマーの原料として利用される。

れた抵抗性を示す。(8)着色した塗膜は色が鮮明である。(9)高温でも変色しにくい。などから自動車用，家庭電気製品(電気冷蔵

アクリル酸メチル

庫，電気洗たく機，トースターなど)用，ガードレール，アルミニウ

methyl acrylate CH2CH-COOCH3

ム建材， スチール家具(スチールデスク，いす，ファイリングキャ

沸点80℃，比重0.952。水にわずかに溶ける液体であり，ほかのアクリル酸，メタクリル酸のエステルよりも重合しやすい。また

ビネット，ロッカー)，食缶(ジュース缶，果実缶，魚肉缶)など広範囲に用いられている。

メタクリル酸メチルよりもアルカリにより加水分解をうけやすい。

水希釈形の熱可塑性アクリルエマルション塗料はアクリル系モ

エチレンオキシドとシアン化水素の反応でエチレンシアンヒドリンができる。そして希硫酸，メタノール，および一定量の水の存在

ノマー，各種アクリル酸およびそれらのエステルを乳化剤を使って水中で乳化重合してラテックスを作り， このラテックスをビヒク

下で中間体であるエチレンシアンヒドリンを加水分解するとアクリ
ル酸メチルができる。このエステルはモノマーとして各種アクリル
樹脂の原料として利用される。

ル＊として顔料を分散させ，添加剤(消泡剤，増粘剤，安定剤など)を加えて作る。建築物の壁用塗料として酢酸ビニル・エマルジ
ョン塗料やスチレン・ブタジエン・エマルション塗料とともに用いられるが，これらよりも耐水性，耐候性，耐アルカリ性，耐洗浄性，アクリル樹脂塗料

耐摩耗性，保色性などの塗膜性能がすぐれている。ただし価格

acrylic coating，acrylic (resin) paintはやや高い。なお，従来この種の塗料はフラットと呼ばれる艶のアクリル酸エステル＊，メタクリル酸エステル＊などのアクリルない塗面かまたは低い光沢のものであったが，最近では半艶や系モノマーを重合させて得たアクリル樹脂＊を主成分ビヒクルとし艶有塗料も作られるようになった。

た塗料。大別するとつぎのように分類される。

熱硬化性アクリルエマルションはアクリル酸アマイドを共重合しておき加熱して自己硬化させたり，ヒドロキシ基をもったモノマ
ーを共重合しておき，水溶性のメラミン樹脂と架橋させる方法などがある。工場塗装用として，セメント・アスベスト板やスレート板，

溶剤形熱可塑性アクリル樹脂塗料は通常アクリルラッカーとよ
ばれるもので，自動車の仕上げ用，補修用，アルミニウムサッシ
ュ用，木工用などがある。この塗料は常温または低温焼付乾燥

木工用の各種単板や合板などに塗装されるほか，コイルコーティ
ング方式で塗装されるアルミサイディングや，いわゆるカラートタ
ンと呼ばれる防錆処理鋼板への塗装が検討されつつある。

が可能であり，光沢保持性，保色性，耐薬品性，ポリッシュ性が水溶性アクリル樹脂塗料はアクリル酸， メタクリル

よく，乾燥が早い。その反面，塗装作業性が悪い。耐溶剤性 (含
*

- 6 -

日本塗装技術協会

酸，マレイン酸などを含む共重合物のカルボキシル基をアンモニ

ABS樹脂の製造方法には次の方法がある。

アやアミンなどでアルカリ塩にし水溶性化するか，またはメチロi) AS樹脂 (styrene-acrylonitrile樹脂)とアクリルニトリルゴム

ール化＊あるいはメチルエーテル化＊して水溶性にする。水溶性(butadiene-acrylonitrile rubber)とのブレンド形＊

アクリル樹脂塗料は自動車用下塗り，特に電着塗料 用ビヒクルとして用いられている。

ii) ポリブタジエンをスチロール，アクリルニトリルの混合モノマ
ーに溶解させて懸渇重合を行なうラテッス形とがある。
このほか，ほかの熱可塑性樹脂とのブレンドや，着色顔料およ

アクリル性変アルキド樹脂

びガラス繊維などを加えて樹脂の性質を変えることもある。
樹脂の物性は製法による影響は少なく，配合量によって大きacryl modified alkyd resin
油やアルキド樹脂のすぐれた作業性と湿潤性にアクリル樹脂

な変化がある。ブタジエンが多いと柔軟性，弾性力が増し，スチの強度，耐化学薬品性，耐候性を組み合せた樹脂であり自然乾

レンが多いとかたさともろさが増し，アクリルニトリルが多いともろ燥用でラッカーの変性樹脂として用いたり，架橋剤としてアミノ樹

さ，耐溶剤をカバーする。

脂を用いて焼付け塗料として利用される。本樹脂はアクリル樹脂とアルキド樹脂の二種類を混合したり，脂肪酸の不飽和結合をこの樹脂の上への塗装には，特に溶剤による欠陥が生ずるので溶剤を選択する必要がある。

含む共重合，すなわち共重合方式で作ったり，そのほかの官能一般に使用される溶剤には次のものがある。

基による高分子の化学結合の利用により製造される。一般には

1)アセトン， 2)メチルエチルケトン， 3)ベンゾール，4)トルオ

各成分間のエステル結合またはエーテル結合を利用して作られール， 4)酢酸エチル， 5)シクロヘキサノン， 6)キシロール。

る。

アクロレイン
アクリルラッカー → アクリル樹脂塗料

acrolein CH2=CH・CHO
アクリルアルデヒドまたはアリルアルデヒドという。刺激臭ある

アクリロニトリル

無色揮発性の液体で沸点52.5℃，比重0.843で粘膜を侵す。水

acrylonitrile CH2=CHCNに可溶で反応性に富み重合しやすい。グリセリンを硫酸水素カリ

沸点77.3℃の特異臭をもつ無色の液体で比重0.806でふつう

ウムのような脱水剤と熱するとアクロレインができる。プロピレンの有機溶媒と混ざる。アセチレンとシアン化水素から合成される。

の酸化によってもできる。空中で酸化されアクリル酸となり，さら純粋のものはかなり重合しやすい。ポリアクリロニトリルは高い強に重合し無定形樹脂となる。保存の際に抗酸化剤として少量の度，高い軟化点，普通の溶媒に不溶の特徴がある。ブタジエンとポリフェノール類を加える。

の共重合物は耐油性の合成ゴムとして利用される。またシアノエ
チル化剤としてよく用いられ，たとえばエタノールはβ‐シアノエ

あけぼの塗りチルエーテルとなる。

黒漆または透漆＊のなかに，朱漆がまじりあって濃淡を生じ，ちょっとみたところ曙光がさしているようにみえるのでこの名があアクリロニトリル ・ ブタジエンゴム

る。

acrylonitrile butadiene rubber

この塗りは，わが国に古くからある塗り仕上げのひとつで，石アクリロニトリルとブタジエンの乳化共重合物。

川県の山中，福島県の会津，京都など全国各地の漆器産地にお炭化水素に対する耐油性が最もすぐれたゴムで耐熱性，耐オ

いて広く用いられている塗り仕上げのひとつである。

ゾン性，耐摩耗性にすぐれている。

この塗り仕上げは，漆の乾燥特性を利用したもので，下塗りとこのゴムの性質はポリ塩化ビニル，変性フェノール樹脂などの極性重合体との混和性が良い。

ぎ後の塗面の一部に朱漆を塗り，乾かないうちにこれと接する程
度に残りの全面に黒または透漆を塗る。次にはけで模様部分をタテ，ヨコに塗って朱色をちらし，それから全面にはけ操作をおこ

アクリロニトリル ・ ブタジエン ・ スチレン樹脂

なって，これをならすようにして仕上げる。

acrylonitrile butadiene styrene resin
スチロール，アクリロニトリル，ブタジエンの3成分からなる3共重合物，一般的にはABS樹脂といわれる。

- 7 -日本塗装技術協会

膜となる。

あさぎ

顔料としてのJISはないが， JIS K 5623-1972(亜酸化鉛さび

慣用色名＊ 2.5B 5.0/8.0 (JIS Z 8102)
あさぎの語源は浅葱で，薄いねぎの葉の色の意味だという。六止めペイント)には，亜酸化鉛の定性および鉛の定量方法が規定

位の人の袍の色に用いられた。徳川中～末期には地方から江戸されており，定性の場合は「試料約O.2gを30mlの磁器るつぼにに来ている武士の羽織の裏地にこの色が多く用いられていたの採り，るつぼの底になるべく均一に広げて置き，るつぼを石綿金で，「あさぎうら」といえばいなかざむらい，今日の「かっぺ」に当る

網上に置いて，下からガスバーナーで約5分間加熱する。試料の蔑称であった。

色が黄色，青または茶色がかった暗い灰色から明るい茶色または黄色に変わるときは“亜酸化鉛の反応を呈する”とする。」，また鉛の定量は「亜酸化鉛の粉末に硝酸を加えて，加熱して浴か

浅割れ
checking

し，アンモニア水で中性に近づけ， 酢酸酸性で重クロム酸カリ溶

塗膜欠陥の一つで，塗膜に発生したわれのうち，そのわれが液を加えてできたクロム酸鉛の沈殿の重さをはかり，換算して鉛の百分率を算出する」方法を採用している。

被塗面まで達していないものが浅割れである。われができるのは，塗膜に発生した応力(乾燥過程での収縮応力など)よりも，塗膜の強度が小さ〈なったときであるが，表面が破壊のびが小さく，

亜酸化鉛さび止ペイン卜

もろく，内部がそれよりも軟いと，われは底部まで進まないでとまlead suboxide anticorrosive paint
JIS K 5623-1972 (亜酸化鉛さび止めベイント)では「亜酸化鉛る。耐候性のよくないマレイン酸樹脂を用いたラッカーなどでこの＊をさび止め顔料とし，ボイル油またはワニスをビヒクルとする塗ような現象がみられる。

料で，亜酸化鉛の粉末およびこれと混合するために別に調合した塗料とに分けて1対とし，使用のさいに混合するように作ってあり，主として屋外における鉄鋼構造物のさび止め地膚塗りに用いられるものである。混合してから30時間以内に用いるのが適当。」と説明しており，ボイル油＊をビヒクルとした1種と，ワニスをビヒク
ルにした2種の2種類がある。

亜酸化銅

使用時(塗装時)に亜酸化鉛と調合した塗料(ビヒクル)を混合す

red copper oxide Cu2O

るが，一般にでき上った塗料中の亜酸化鉛含有量は20%(重量)銅をアルカリ塩溶液中て電解酸化するか，または薄板状， リである。塗料および乾燥塗膜の性質をJISでは次のように規定しボン状の銅片に水蒸気を通しながら高温で酸化して作る。

ている。

赤色結晶性の顔料で比重5.37。隠ぺい力は大きく，水に不溶，
酸・アルカリに可溶である。耐光性が悪くすぐに黒変する。船底に海草やカキ，フジツボ，セルプラなどの生物が付着するのを防ぐ効果があるため，木船や鉄船用船底防汚塗料(船底塗料2号＊)に用いられる。

亜酸化鉛
lead suboxide Pb2O
さび止め顔料。鋼鉄製円筒中に鉛塊を入れ，空気を吹き込みながら回転させると摩擦熱で鉛は酸化しPb2Oが鉛塊の表面にできる。これを摩擦し，はげ落ち円筒外に運び出し直ちに冷却して作る。
黄色，青または茶色がかった暗い灰色の微粒無定形粉末で比重9.8～10. 0，市販品はPb2O 95%前後。
ビヒクル中の脂肪酸と反応して鉛石酸を作り，丈夫でち密な塗- 8 -日本塗装技術協会

足場
scaffold
高い所で塗装作業をするときに，足がかりのために用いる構造物で，丸太や鋼管などを組み立てたものをいう。
この足場は労働安全衛生規則によって規制されているので，
金網やシートなどによる安全な防護設備が併用される。
一般に鋼管足場の量がふえて，利用することが多く，塗装用足場としての丸太足場は，小規模な工事などに便利に使用される。
塗装面と足場の間隔，足場の上下の間隔が塗装の能率に影響するが，鋼管の抱き足場など歩み鋼板のついたものを左官，
タイル工事そのほかと共用するために，多少の不便はまぬかれない。
つり足場，ゴンドラ足場は構造物の下面を塗装するのに用い，側部や上部には本足場，抱き足場，1側足場，片足場などを用いる。また，二重づり足場，ぶっかけ足場などの特殊なものもある。
補助足場としては，ローリングタワー，はしごおよび脚立などがあ
る。

アジピン酸
adipic acid
融点153℃，沸点205℃ (10mmHg)の白色単斜状結晶であり，アルコールに容易に溶け，アセトンに可溶である。水には
1.5gr/100gr (15℃)可溶。構造はHOOCー(CH2)4ーCOOHのよ
うなジカルボン酸である。シクロヘキサノールあるいはシクロへ
キサノンまたはシクロヘキサンの酸化分解で得られる。アルキド，
またはポリエステル樹脂，そして可塑剤の合成原料であり，多塩
基酸として樹脂の内部可型化に，またジエチレングリコール， ト
リエチレングリコール，無水フタル酸，グリセリン， トリメチロール
プロパンなどとエステル化して，水溶性アルキド樹脂の原料となる。

アズキ色
慣用色名＊ 8. 0R 4.5/4.5 (JIS Z 8102)
アズキ色の英名を Rosewood と書いた本があるが，Maerz
and Paul の A Dictionary of Colorによると Rosewood という木は2つある。1つはBois de Rose，すなわち Rosewood，英語では
Tulip tree とよばれる明るい色の木材で，学名はPhysocalymma floribundum 。もう一つは学名 Dalbergia niga，ブラジルで jacaranda，フランス詰で palissandre とよばれる。
palis sandre も jacaranda brown もそれぞれ別々の色の色名として用いられているからまちがわないよう御用心とのことである。

- 9 -日本塗装技術協会

いう。試料中に含まれる遊離水酸基の量に相当する数値でヒドアスフアルトペイント

ロキシ酸，ステリン，モノおよびジグリセリドの多少が分かる。新asphalt paint瀝青質系塗塗料。ブロンアスファルト，ギルソナイト， コールタ＊＊

ールピッチなどを溶剤(ミネラルスピリット ，ソルベントナフサ ，

鮮な油脂では普通0に近く，酸敗すると数値が増す。ひまし油はヒドロキシ酸のリシノール酸を含むので155くらいを示す。

軽油など)に溶解したもの。安価な耐酸，耐アルカリ性塗料としてアセチルセルロースラッカー

コンクリート床や鉄骨などに塗装する。
ただし耐久性が劣るので，これにあまに＊油や支那桐袖＊など＊

acetyl cellulose lacquer
セルロースアセテートラッカー(cellulose acetate lacquer) と＊の乾性油，時にはフェノール樹脂やタルク などの体質顔料 を配合し加熱処理して耐候性がよく屈曲性のよい塗料を作る。これもいう。

らの塗料は黒ワニス，シャーシブラッグなどとも呼ばれ，農機器

ニトロセルロース(硝酸繊維素)の代りにアセチルセノレロース＊などの機械・機器，トタン屋根，自動車のシャーシ，埋没鉄管・鉄(酢酸繊維素)を用いたラッカ一＊。ニトロセルロースラッカーに比骨，工場建設物などの塗装に用いられる。なお，乾燥時間は溶

べ耐光性，耐熱性，耐溶剤性，耐油性などがすぐれているので，剤が揮発乾燥する形のものは約3時間，乾性油を含んだ油性系

屋外用，プラスチック塗装用，電綿被覆用塗料や航空機羽布用は約8時間である。また黒ワニスをJISでは油ワニス＊の一種類とドープに用いる。

して規定している。

アセチルセル口一ス
acetyl cellulose

アスファルトマスチック → マスチックペイント

酢酸繊維素ともいう。このほかにセルロースアセテート，酢酸
セルロース，酢酸綿，酢綿ということもある。白色の細粒，繊維状

アスベスチンのものでエステル系溶剤，また各種混合溶剤に溶けるがこれはasbestin
アスベストを粉末にしたもの。防火塗料，耐熱塗料，耐酸塗料などの体質顔料で，また塗料中でほかの顔料が沈降するのを防酢酸含有量によって変わる。比重1.33～1.36，融点190～230℃
でニトロセルロースに比べて耐光性，安定性，難燃性である。塗料用としては酢酸含有量54～56％のものが用いられる。相容す

ぐ沈降防止剤として使用することがある。
比重2.9～3. 4でかさ高く，吸油量が多く，膨潤する性質がある。

る樹脂，可塑剤が比較的少ないのが欠点である。
セルロースを硫酸，塩化亜鉛などの触媒のもとで酢酸溶液中

主成分はけい酸カルシウムとけい酸マグネシウム。

で無水酢酸を用いてアセチル化し，さらに加水分解して作る。電線被覆用，航空機羽布用ドープの塗料などに用いられる。塗膜

アセタール樹脂

は硬いが，付着性が劣る点をカバーする必要がある。

acetal resin
一般式で[R・CHO]n で表わされる分枝のない線状構造の熱可塑性樹脂でポリホルムアルデヒド，ポリエーテルと呼ばれるこアセチルセルロース系ドープ → ドープともあり， デルリン，セルコン， ジュラコンなどの市販品があり，アセチルブチルセルロース

精製ホルムアルデヒドの重合反応で作る。樹脂として高い機械

acetyl butyl cellulose

的強度，寸法安定性があり，熱可塑樹脂としては比較的広い使

セルロースアセテートブチレート，酢酪酸繊維素ともいう。白色，
用温度範囲，(-40℃～+120℃)などの特徴がある。塗装面から見無味の細粒であり，光，熱に対して低抗性があり，比較的難燃性て結晶性が大きいため耐溶剤性がよく，塗料の付着性は悪く表のものでセルロースの水酸基をアセチル基とブチル基で置換し面処理を必要とする。酸処理，サテナイジング法などがある。
た混合エステルであり， アセチル基とブチル基の比率によって分けられている。ブチル基含有量が多いと溶解性が増す。リンタ

アセチル価

ーに氷酢酸， 無水酢酸を加え，硫酸を触媒としてエステル化し
acetyl valueて作る。

無水酢酸でアセチル化した油脂または，ろう1gをけん化して

こ の セ ル ロ ー ス を 主 成 分 と し た塗 膜 は 難 燃 性 で 、あ り ，遊離される酢酸を中和するのに要する水酸化カリウムのmg数を

光 ，熱 に 対 す る抵 抗 性 が あ り ，耐 候 性 よく黄 変 しに く

- 10 -

日本塗装技術協会

い。一般塗料として利用するよりもゲルラッカー，メルトコート，ス
トリッパブルペイントなどの特殊塗料として用いられている。

アセトアミドacetamide CH3CONH2
酢酸のアミドで，無色六方晶系の固体で融点82℃，沸点222℃

アゼライン酸で，純粋のものは無臭で水，アルコールに易溶で比重は1.159でazelaic acidある。溶融アセトアミドは多くの有機物，無機物に対してすぐれた

レパルギル酸といい，HOOC ・ (CH2)7 ・ COOHに示すよう溶剤となり，水に溶解度が低い物質に対して水に溶かす際の可な多塩基酸であり，直鎖状塩基酸としてアルキド樹脂の原料とな溶化剤である。また可塑剤の安定剤，アセトントニル，メチルアミ

る。融点106.5℃で，アルコールに可溶である。比重1.029，針状ンなどの合成原料として用いる。

または葉状結晶で市販品はフレーク状になっている。化学的性

製法として酢酸アンモニウムを融閉管中220～230℃で5時間

質は同系の二塩基酸と似ており，エステル，アミド，酸クロリド，ニ

加熱し，反応液を蒸留して180℃以上で留出する部分をとり放冷

トリル，アミンなどの誘導体が出きる。製法として不飽和脂肪酸する。できた結晶をとり再蒸留する。

のオゾン酸化，クロム酸酸化による方法がある。用途として，ア
ルキドのほか，可塑剤，ナイロン，ポリ尿素，合成潤滑油の原料

アセトン

にもなる。

acetone CH3 ・ CO ・ CH3ケトン系の溶剤。プロピレンをエステル化したのち，加水分解して阿仙薬得た2‐プロパノールを酸化または脱水素して作る。無色透明のgambir catechu

液体で，蒸発速度が早く(720，酢酸ブチル=100)，はっかのよう

木材着色に薬品(過マンガン酸カリ，重クロム酸カリ，硫酸鉄なな芳香があり，毒性は低い。(空気中の許容濃度1000PPM，ベンど)の溶液を用いて木材中の成分，たとえばタンニンなどに作用

ゼンは25PPM)水そのほか有機溶剤の多くと混合し，ニトロセル

させて着色する場合，一緒に併用される植物性の染料である。

ロース，アセチルセルロースなどを溶かし，ニトロセルロースラッ

阿仙薬はアカネ科の Uncaring gambir (Hunter) Roxb の葉カー，アクリルラッカーなど自然乾燥形塗料の溶剤として用いらおよび若枝の水製エキスを乾燥したものである。成分はα‐カテれる。引火点-17℃(密閉)，-9℃ (開放)，発火点650℃，気体のキング～33％， アセンヤクタンニン22～50％，アセンヤク赤色

爆発限界下限 2.15％，上限13.O％。融点-94.3℃，燃焼熱

素，ガンビルフルオレセインである。

395Kcal/mol。

性状は新鮮品は淡かっ色であるがしだいに表面が暗色を増し

蒸気密度2.0((空気=1)，有機溶剤中毒予防規則では第2種有てくる。

機溶剤に分類され，消防法では第1石油類に属している。
JIS K 1503-1959 では次のように規定している。

アゾ系顔料
azo pigment
アゾ基(‐N=N‐)を持つ顔料の総称で色調はマルーン，赤，オレンジ，黄系が多く溶性アゾ顔料と不溶性アゾ顔料に大別される。前者は構造中にスルフォン酸基(‐SO3H)，カルボン酸基(‐COOH)などの可溶性基があり，カルシウム，マンガンなどの金属塩でレーキ化し不溶性の顔料とする。金属塩の種類によって顔料の色，耐光性，耐熱性が異なる。一般にバリウ
ム， カルシウム，ストロンチウム，マンガンの順でだんだん耐
光性が良くなる反面，色がにごって来る。また溶性アゾ顔料は
耐溶媒性はよいが耐酸性，耐アルカリ性は劣る。代表的- 11 -

日本塗装技術協会

なものに，スカレット4R，ウォッチングレッド(パーマネントレッド

対して立体構造の不規則なポリマーをいい，普通の重合法でえ2B)，ハンサエローなどがある。

られるポリマーの大部分はこれに属する。たとえばα-オレインを重合させて得られるポリマー中のモノマー構造単位中には不斉炭素が存在するから，それはd ，lいずれかの立体配置をとる。

d ，l が不規則に並んだ重合体をいう。性質として不規則な分子構造で非晶性で柔かく以下の構造である。
不溶性アゾ顔料は構造中に可溶性基をもたないものでカップリング(結合)と同時に不溶性の粒子ができる。一般に耐溶媒性が劣り，ブリード＊を起こしやすいが分子量を大きくしたり，親水性基を導入したりして，これらの欠点を改良し新しい顔料が多く開発されている。なお耐酸性，耐アルカリ性は溶性アゾ顔料より圧送式スプレーガンも良い。代表的なものに，パーマネントカーミンFB，パーマネント
p!essure feed type spray gun

エローFGLなどがある。

圧送タンクに塗料を入れた圧縮空気で加圧してガンに送り，吹付をするようになっているスプレーガン。
吸上式，重力式スプレーガンに比べ，多くの塗料を連続的に噴出することができ，用途としては塗色がほとんど一定で，しかも連続作業による量産工場で多く用いられている。
塗料容器をスプレーガンに付けずに圧送タンク＊から塗料ホー
溶性アゾ顔料は全般に耐候性が劣り，時に淡彩色になるほど劣るので主として家庭電器製品，事務用品などに塗装される塗スによって塗料が送られてくるため，被塗物の上下，左右どの方
向からもスプレーができ，作業性がよい。

料の着色に用い，不溶性アゾ顔料は自動車，看板など屋外用塗料に使われることが多い。

一般的に塗料噴出量が多いため，それだけ塗料を微粒化するための空気量は多く必要とする。

以上述べた顔料は水中で合成されるため，顔料の分子量300

したがって空気圧縮機も2～3㏋のものが必要となる。

～600 くらいであるが，溶剤中で縮合法で得られた顔料は分子量が1000～1500 くらいになる。分子量が大きくなると耐光性，
耐熱性，耐溶媒性が良くなる。これらは縮合形アゾ顔料とよばれ，
Ciba-Geigy 社(スイス)のクロモフタル(Cromophtal)顔料がこれに相当する。

あたりてがかり，めあてなど，およその目安をあげて所や時，数量，
範囲を表わすのに用いる言語で，塗装関係では，坪をあたる(積算，計測)といい，足場の当っている部分(あたり)とか，その部分のダメ(塗り残し)を

圧送タンク

あたるという使い方をする。

pressure tank，pressure feed paint container
塗 料 を大 量 に吹 付 ける場 合 ，重 力 式 カップや吸 上 式 コ

アタクチック重合体
atactic po!ymer

ンテナでは塗 料 の補 給 が面 倒 なうえ能 率 が悪 いため，塗 料を大 きなタンクに入 れ，その上 から空 気 圧 力 を加 えて

アイソタクチックポリマーおよびシンジオタクチックポリマーに- 12 -

日本塗装技術協会

連続的に塗料を送り出すものである。

構造的にはダイヤフラム，バルブ，スプリング，圧力調整ネジ

タンク容量としては一般に10l ～80l くらいまでのものが用いからなり，ダイヤフラムを境に空気圧力とスプリングの力のバラられ，加圧圧カは2 kg/cm 以下のものが多い。そのほかタンクにンスによって圧力を一定にするもので，バルブの開閉により必要はかきまぜ装置が設けられており，手動式のものと自動式のもの

な圧力を保つようになっている。

2

がある。

使い方は圧縮機からの元圧を送入し，圧力調整ネジを締め込

塗料を送り出す量はタンクの加圧圧力により大きく変化するため，圧力調整器により適当な圧力に調整する。また，色替えなど

むことによって2次側の圧力が圧力計に指示されるため，任意の圧力に調整することができる。

がある場合はタンクの中に直接塗料を入れずに別に内容器を用いると便利である。

アッベ屈折計Abbe refractometer
屈折率を測定する器械。
光が波長にくらべて滑らかな境界面を越えてもとの媒質と異な圧力調整器
る媒質中に進む場合，あるいは同一媒質でも温度差などによっ

air transformer
圧縮機から出る空気圧力は一定ではなく，ある範囲内にて変て波の速度が変化するとき，進行方向が変わる。

動しているため常に一定の圧力を必要とする場合，および圧力

アッベ屈折計では頂角30°の直角標準プリズムを用いて液体を減圧して使用する場合に用いる。
および固体についての全反射臨界角をはかるのが特徴である

圧ろ機 → ろ過機

- 13 -

日本塗装技術協会

HDA…試料測定時における分銅の水平移動距離

当てゴム

HDB…塗膜はく離後の素地表面で測定した時の分の水平移

rubber patten
当て木のかわりに，研摩をする際，研摩紙にあてるゴムパッ

動距離

ト。

W ……ナイフの幅研摩される材料や，塗装工程の段階によってゴムの硬軟の程T ……塗膜厚度を変えると，研摩された面の仕上りに差が生ずる。
当てゴムの大きさ，形は一般に手のひらに乗る程度の長方体のものが使いやすいので用いられている。なお紙摩紙と当てゴ
ムとが研摩作業中にずれやすいので，当てゴムに研摩紙をはさみこむようにした市販品もある。

当て木
patten
研摩布または研摩紙を使って素地または塗膜を研摩する際，研摩面を平滑にする目的で使用する木片。

アナタース形(アナターゼ形)酸化チタン

被研摩面を平らに研摩しようとするとき， 硬い平らな面で研摩→ 二酸化チタン

紙を押えて研摩する必要がある。木片は軽く，手軽に必要な大きさに切ることができ，平らな面を作り出せるので，手作業の研摩を行なう際に一般に用いられる。漆塗りでは， 古来と石が使用さ

アニオン重合れてきたが，天然，合成樹脂塗料を塗装する今日では研摩紙とanion polymerization
石にかわり，と石のかたさと平面を作る役を当て木が受けもっている。

イオンを生長活性種とした連鎖重合であり，アニオン(陰)重合とカチオン(陽)重合がある。これらイオン重合に対してラジカル重合がある。ナトリウムカリウムのようなアルカリ金属や，その塩な

アトライター

どの開始剤によって炭素陰イオン(カルバニオン)を作り，これが
attritor
塗料製造時の顔料分散機の一種。ボーノミル＊と同じ原理だが回転するドラムの代りに固定した円筒状のタンクを用い，その中にボール(スチールまたぺブル製)とミルベース＊を入れかきまぜて顔料を分散する。かきまぜはタンクの中心にとりつけられた垂連鎖反応して重合体となる反応である。特徴として，(1)イオン反応のため，溶媒の極性が大きな影響を与える。(2)開始および生長反応の活性化エネルギーが小さいので低温での重合が可能である。(3)同符号の荷電をもった生長連鎖は反発し合うので生直な回転軸に直角につけられた6本(またはそれ以上)の腕木の長末端の再結合による停止はない。(4)生長連鎖の末端付近に回転と，ボールとの連続的なずり応力によって行なわれる。

ある対イオンによって重合速度やポリマーの立体構造が規制さ

現在， ボールミルはプライマー＊や黒色塗料の製造に使われれる。(5)重合するモノマー数が多い。

ているが，アトライターは有機系および無機系着色顔料の分散アニオン系界面活性剤(塗料化)に主として用いられている。

anionic surfactant

アドへロメーター

界面活性剤＊のうち，その界面活性がアニオン部分によるもの

adherometerをいう。すなわち，各種脂肪酸のカリウム，ナトリウム， トリエタノ

塗膜の付着性を測定する試験器で，方法はナイフの刃先(一ールアミンせっけんや，脂肪酸アルコールサルフェート，エーテ

般に象牙を使用)で塗膜/被塗物間をはがすのに要する抵抗力をルサルフェート， アルキルフェノールエーテルサルフェート， ア

測定する。

ルキルベンゼンスルホン酸トリエタノールアミン塩， アルキルス

付着カFA (dyne/cm )は次式により算出する。
2

ルホコハク酸エステル， オレイルアルコールおよびラウルアルコールのEO付加体， リン酸エステルモノグリセリドサルフェート，

K ……2.75×105 (試験機による定数)などがこれに属する。

- 14 -

日本塗装技術協会

アノードアース法の利点は，ハンガーを絶縁する必要がなく，陰アニリンブラック(ダイアモンドブラック)aniline black (diamond black)

極の位置や形を比較的自由に変えることができること，融膜法がアニリン塩酸塩を酸化重合させたアチン系の黒色有機顔料

利用できることであるが，反面，タンクを絶縁する必要があり，全耐アルカリ，耐溶剤性耐油性にすぐれているが酸には弱い。ラッ没通電ができない，陰極を分離しなければならないなどの問題

カー，エマルション塗料に用いられる。

がある。

JIS K 5245‐(1965) に規定されている。

アノン (ミクロヘキサノン)

アニリン点
aniline point

anone (cyclohexanone)

アニリン点は石油系炭化水素溶剤中の芳香族分を試験するものであるが，溶解力の評価にも利用されている。
石油系溶剤と再蒸留した純アニリンを当量アニリン点試験器
ケトン系溶剤。シクロヘキサノールを酸化または脱水素するか，に入れ，かくはんしながら加熱すると均一な澄明液ができる。こシグロヘキサンにナフテン酸マンガンを触媒として空気酸化してれを一定条件で温度を下げると溶液はくもりを生じアニリンと溶剤が分離する。その時の温度をアニリン点と呼び℃で表わされ作る。無色透明の液体で， アセトン＊に似たはっかようの芳香がる。
一般に芳香族炭化水素が最も低く，パラフィン系炭化水素があり， 蒸発速度がおそい(23，酢酸ブチル=100)のでラッカーの最も高く，ナフテン系はその中間を示す。低い数値ほど溶解力は白化＊防止溶剤としてリターダーシンナーに用いられる。引火点高い。
33℃(密閉)，54℃(開放)，発火点520～580℃，爆発限界は下限

参照 JIS K 2256
ASTM D 1021-51

1.1％，上限1.31～8. 35(容電)，有機溶剤中毒予防規則では第2種溶剤に分類されている。

アノード(陽極)JIS K 1549‐(1966) では次のように規定している。

anode
電解質溶液中に2つの電極を入れて，それに直流電圧をかけるとイオンの流れができる。このとき陰イオン(anion)が向ってゆ
く電極を陽極(anode) とよび，陽イオン(cathion) が向ってゆく
電極が陰極(cathode)とよばれる。日本語ではイオンと極とで陰と陽が反対になるから注意を要する。
電着塗装では，樹脂はポリアニオンとなって溶解しているから，陽極つまりアノードに析出する。

アノードアース式
anode earth method
電着塗装のタンク自体を電極(カソード)とし，これを接地する
方法をカソードアース法とよび，電着槽を完全に絶縁し，陰極は別に挿入した方法をアノードアース法とよぶ，
アノードアース法はタンク陽極法ともいう。

アビエチン酸abietic acid C20H30O2
シルビン酸ともいう。黄色または樹脂状の紛末で，融点は170℃前後である。松脂をアルコールで浸出させ過熱水蒸気蒸留，または減圧蒸留して得られる。水には溶けないが有機溶剤，またうすいアルカリに溶ける。ロジンの主成分で，可塑剤，アルキド樹脂の変性剤，粘着，付加剤などとして利用される。構造式として下記のごとく三環式ジテルペンに属するカルボン酸である。

- 15 -

日本塗装技術協会

アフタータック(戻り)またJIS K 5411 では黒ワニス(アスフアルトペイン

after tack
一度乾燥した塗膜が軟化して粘着性を帯びる現象をいう。塗ト＊）も油ワニスの一種類として規定している。黒ワニスには天然

膜中にゾル成分が多量に含まれていて， 塗膜の分子間の橋か

産アスファルトおよび乾燥性の脂肪油をおもな原料とした黒ワニ

けが進むとともに，それがしぼり出されるようにして分離してきてス1種と，ピチューメンをおもな原料とした黒ワニス2種がある。

粘着性をもつようになる。コロイド化学でいう離漿 Syneresis である。一部は乾燥工程の検討， ドライヤーの変更などで防げるが， 塗料配合の根本的変更を要することもある。

油ワニス
oil varnish，oleo-resinous varnish
エステルガム， コーパル， ロジン変性フェノール樹脂などの樹脂を加熱溶融した後，あまに油＊， 支那桐油＊などの乾性油を加え，これにさらに溶剤(ミネラルスピリット＊など)や乾燥剤を添加して作る。油ワニスは淡黄色からかっ色の透明で粘ちゅうな
液体で，その乾燥塗膜はかたく，光沢がよく透明である。性能はアプリケーションソリッド

樹脂や乾性油の種類，量によって異なるが一般に乾性油の量がapplication solid

多い程，乾燥時聞が長いが耐候性，耐水性のよい塗膜となる。

塗装時の不揮発分。塗料は一般に塗膜となる固形分(塗＊＊油ワニスにはゴールドサイズ ，コーパルワニス ，スパーワニ

膜主要素，塗牒助要素，顔料，添加剤など)と，固体分を溶＊

ス ，フェノールレジン油ワニス＊などの種類があるが， ゴールド
サイズは油長＊が短く(短油性)，スパーワニスは油長が長い(長油性)。
JIS K 5411-1960 (油ワニス)では次のように規定している。

解して液状にする溶剤とからなっている。しかも品物に塗装する際， 製造された状態の塗料にさらに溶剤を加えて粘度をさげることがある。そこでどの時点での塗料の不揮発分であるかを明確にする必要がある。特に塗装する際の塗料の不織発分をアプリケーション・ソリッドと呼んでいる。

アプリケーターapplicator
塗膜の各種試験片を作成する際，塗料を塗布する工具をいう。フィルムアプリケーターともいう。
試験片とアプリケーターとの間のスキ聞を利用して塗料を平坦で均一に塗り広げる。

- 16 -

日本塗装技術協会

アプリケーターのスキ間が調節できるベーカー・フィルム・アプ
リケーターと，一定のスキ間のドクター・ブレイド・フィルムアプリ
ケーターがある。
JIS K 5400 では図のようなすき間が一定なアプリケーターが指定されている。

天尾 (あまお)
あまに油混和性

はけに使用される馬の尾の毛。

miscibility with boiled oil

馬の尾の長い毛を取り去ったあとに残る長さ10～13cmの毛で，油ワニス＊にボイル油＊を混合したとき，濁りがでるかどうかの毛の質がすなおで，先がそろいやすく弾力があるので油性ペイン試験をする方法。

ト塗りなどに多く用いられる。

既定の油ワニス原料が使用されていない時に，煮あまに油を→ 馬毛

混合すると白濁が生じる。
試験の方法は，試料と煮あま油と試験管A・B・Cを用意し，試

あまに油 (亜麻仁油)
linseed oil ; flax seed oil

験管Aには試料を，Bには煮あまに油を，Cには試料4ml と煮あ

あま油ともいう。あまの種子(含油量30～45％) から圧搾抽出

まに油20ml とを入れてまぜる。

法で採油し，アルカリ処理などで精製する。種子はカナダ・米国・
アルゼンチンなどに多く産する。

の各試験管のものよりC試験管中のものが沈殿，浮遊物または＊淡黄色の液体で水・アルコールに不溶。キシロール など炭化＊各試験管にコルクせんをして24時間後に側面から見て，A・B＊

濁りの程度が多くないかどうかで判断する。

＊

水素系溶剤 に可溶。リノール酸 (22～59％)，リノレン酸 (21～→ JIS K 5400＊

45％) など不飽和脂肪酸 のグリセライドが主成分である。よう素価＊と屈折率＊が高く， 加熱すると重合しやすく，すぐれた乾あまに油脂肪酸 → 脂肪酸

燥性を持つ代表的な乾性油＊である。乾燥後の塗膜は硬くて耐久性が良いが，リノレン酸を含んでいるので黄変しやすい。そのアミノアルキド樹脂塗料ため比較的安価なボイル油＊スパーワニス＊，調合ペイント＊，amino alkyd resin coating
フェノール樹脂ワニス＊， アルキド樹脂のワニス＊など自然乾燥

アミノ樹脂ワニスとアルキド樹脂＊ワニスを主成分ビヒクルとする

形塗料に用いられるほか，アルキド樹脂塗料では焼付形下塗塗
塗料で，主として金属塗装に用いる焼付け乾燥形と木工製品に塗料の原料となる。
JAS(日本農林規格)＊では下のように規定している。JIS＊はまた制定されていない。外国規格にはASTM＊D‐234‐58T (未精製生あまに油)，同55933(精製あまに油)などがある。

装する酸硬化形(常温乾燥～80℃くらい)がある。前者はアミノ樹
脂とアルキド樹脂の比率が20 : 80～30 : 70のものが多く，アミノ樹脂が多くなる程硬い塗膜が得られるが，反面，もろくまた耐湿性も悪くなる。アミノ樹脂にはベンゾグアナミン樹脂＊，メラミン樹脂＊，
尿素樹脂＊などがあり，上塗りの光沢を増したり，耐薬品性や層間はく離(相はき性)を改良したりするためにはベンゾグアナミン樹脂＊，また下塗り塗料の付着性と耐水性を向上させるためには尿素樹脂を用いるが，アミノアルキド樹脂塗料といえば多くの場合，- 17 -

日本塗装技術協会

メラミンアルキド樹脂塗料を指す。

を生かしている。アルキド樹脂と併用し，ハイソリッドラッカーに，＊これに用いるアルキド樹脂は短油性(油長 30～45)のものがまたアミノアルキド樹脂塗料として一般焼付け塗料に，そのほか

多く，油長が長くなる程塗膜が軟かくなり，またアミノ樹脂との相架橋剤としてエポキシ樹脂，アクリル樹脂に加えて熱硬化性樹

溶性も悪くなる。

脂塗料として利用される。

油(脂肪酸)の種類は塗膜の黄変性や光沢保持性などに大きく影響する。一般に白色または淡彩色等上塗り用にはヤシ油，ヒアミン

マシ油を，淡彩色や濃彩色等上塗りには大豆油やサフラワー油
amineを，また濃色等上塗りや下塗り用にはトール油やあまに油が適アンモニア NH3の水素原子を，炭化水素基Rで置換した化合用される。

物で，置換された水素原子の数にしたがって第1級アミン RNH2，

多価アルコールは初期はグリセリン＊が使われたが現在ではペンタエリスリトール＊， トリメチロールプロパン＊，トリメチロール
エタン＊などが用いられるようになり，塗膜の硬さが向上し耐薬品

焼付け乾燥形アミノアルキド樹脂塗料は自動車(乗用車・トラッ

位のものは固体である。低位のものはアンモニア臭があり，高位のものはほとんど無臭である。また高位になると水に溶けにくい。

ク・バス)，家電製品，事務用機器，厨房，
暖房機具，鋼製家具など金属製品の多くに使用されている。ただ＊芳香族アミンは一般に水に不溶で、特有の臭がある。ジアミン以上のポリアミンはエポキシ，ウレタン樹脂塗料の硬化剤として用を向上させるために，また冷蔵庫・洗たく機・.ショーケースなど家＊

ウム塩がある。Rの種類によって脂肪族アミン，芳香族アミンがある。脂肪族アミンの低位のものは気体，中位のものは液体，高性，耐水性などが改善された。

し，最近では乗用車のメタリック塗装は，メタリック感や耐候性

第二級アミン R2NH，第三級アミン R3Nとさらに第4級アンモニ＊

電製品の耐汚染性 ，食性 向上のために焼付け形アミノアルキ
ド樹脂塗料から焼付け形アクリル樹脂塗料にかわった。

いられる。またアミンはアルカリ性であり，アクリル樹脂，アルキド
樹脂などで分子中に酸基を残しておき，アミンで中和し，水溶性樹脂を作ることができる。

後者の木工製品やプラスチックスに塗装する酸硬化形常温乾燥アミノアルキド樹脂塗料はアミノ樹脂(メラミン・尿素共縮合形)

アミン硬化エポキシ樹脂 → エポキシ樹脂とアルキド樹脂の比率が60 : 40～50 : 50とアミノ樹脂が多い。この塗料は肉もちや光沢も良いが厚く塗りすぎると硬化乾燥時に塗膜にわれを生じることがある。また酸触媒の添加量が多い時もアメリカばけ → 洋ばけ

塗膜のわれが起こりやすいので、注意する必要がある。
なお，塗料規格には JIS K 5651ー1966 (アミノアルキド樹脂

あらごし(粗漉)
目のあらい水のう(篩)でこすこと。油性ペイントや下塗り塗料を，ワニス)， JIS K 5652ー1966 (アミノアルキド樹脂エナメル)があ

本ごしの前の段階で金網でこすことをいう。金網は真ちゅう製でり，いずれも焼付条件によってつぎの3種類に分けている。
1種 約145℃で約30分焼付けて用いる。

80～250 メッシュくらいのものが用いられる。

2種 約120℃で約30分焼付けて用いる。
3種 約100℃で約30分焼付けて用いる。

アリクネ(無輝線)
alychne

アミノ樹脂

色彩用語。r. g. b系表色系においてamino resin0.9399 r +4.5306 g +0.0601=0

一価のNH2-基を含む樹脂で，塗料用として通称，メラミン，尿素樹脂といっている。すなわちメラミンホルムアルデヒド縮合物

とおくとこれは明度が0となる点の軌跡を表わす直線の方程式である。この直線を無輝線という。

のブチルエーテル化合物や尿素のこれに相当するブチルエーテ
ル化合物であり，アルコールの内容が異なるとほかのエーテル化合物になるが多くは，ブチルエーテル化合物である。尿素，メラミン，グアナミン，ジシアンジアミドなどを原料として作った樹脂は無色透明で光沢よく，硬度が高いが，もろい。耐候性，耐薬品
性がよいなどの特徴があり，ほかの塗料用ビヒクルを用いて性能- 18 -

日本塗装技術協会

塗膜は一般に酸よりアルカリ性物質に対する抵抗が弱い。そこで塗膜をはく離する材料としてか性ソーダなどのようなアルカリ性の液体が用いられる。さらに液体の蒸発を防ぐためにパラフィンを加えてはく離の効果を高めているものもある。
このタイプのはく離剤は引火による火災の危険がないこと，広く一般用として使用できる利点があるが，パラフィンの洗浄が不充分であると，塗装欠陥をひきおこすおそれがある。

アリゲータリング

アルカリ性

alligatering

alkalinity

塗膜に発生する欠陥の一種で，塗膜表面がわに皮のようにわ塩基の中で水に溶けやすいものをアルカリといい水の中で水酸イオンを遊離する。赤色リトマスを青く変える性質があり， pHれる現象をいう。

7を中性といい，それより高い数値をアルカリ性という。電離度の→ 割れ

大きさによって強アルカリ，弱アルカリに分けられる。
モルタルやブラスターなどの塗壁面を塗装する時は，壁面のアリザリン ・ レーキ

アルカリ度を測定して，適当な前処理を施してから塗装される。

alizarine lake

建築塗装ではpH試験紙やpHコンパレーターなどが用いられ

マダー ・ レーキ (madder lake) ともいう。媒染染料系の有機顔料で，体質または沈殿剤に使用する媒染金属の種類によっる。

て色調が異なる。たとえば，ストロンチウムは赤色，アルミニウム
は深紅色(ばら色)，マグネシウムは紫色，3価の鉄はかっ黒(帯かアルカリ脱脂alkali degreasingっ黒色)など。

金属素材の表面に付着している油脂を化学的にとる方法で，着色カが小さいが，比較的透明性で耐光性，耐溶媒性が良く，
メタリック塗料などに用いられている。

カ性ソーダなどの強アルカリやけい酸ソーダ，りん酸ソーダなどの弱アルカリを用いて，けん化し乳化させて脱脂する。
一般には用途に応じて各種のアルカリと界面活性剤を配合し，50～90℃に加温して処理する。アルカリはけん化作用があり，油と反応して石けんを作り，界面活性剤は不けん化油の乳化を助ける働きがある。
処理方法には浸潰法，電解法，スプレー法などがあり，浸漬法
が主として用いられている。

アリルアルコール
allyl alcohol CH2=CHCH2OH

アルキド樹脂無色の液体で刺激臭があり，水と自由に混ざる。沸点は97℃，
alkyd resin
比重は0.852～0.855である。プロピレンを高温で塩素化し，これをアルカリで加水分解してアリルアルコールを作る。樹脂，プラス

原型は，グリセリンと無水フタル駿のポリ縮合物であるが，アルコール成分としてはペンタエリスリット，T

チックの原料であり，このアルコールのエステル，エーテル誘導

MP (トリメチローノレプロパン)，TME(トリメチロールエタン)，プロ

体は塗料用として利用されている。なお，このアルコールは酸化

ピレングリコール，エチレングリコール，ネオペンチルアルコール＊＊

によりアクロレイン を経てアクリル酸 となる。

など，酸成分としては各種の脂肪酸，イソフタル酸，無水マレイン
酸などを用いたポリエステル系縮合物をアルキド樹脂という。(不アルカリ性リムーバー

飽和ポリエステル樹脂＊はアルキド樹脂の中に入れない)
脂肪酸の含有量によってalkali remover

超長油性(トリグリセリドに換算して 65%以上)

塗膜のはく離剤の一種。

- 19 -

日本塗装技術協会

長油性 (55～65％)

動車部品(シャーシ)，工作機械，農機具，ドラム缶，ガスボンベ，

中油性 (45～55％)

玩具，スチール家具などに用いる。自然乾燥形(20℃で3～16時

短油性 (45％以下)間)と強制(焼付)乾燥形(120～160℃ 20～30分)がある。

使用する脂肪酸の種類により，乾性油脂肪酸を用いると酸化

アルキド樹脂クリヤーワニスに木部，木工製品の透明仕上げなど油ワニス＊と同じように用いられる。自然乾燥形が多い。

重合するものが得られ，ヤシ油脂肪酸のような飽和脂肪酸を用いると，酸化重合はしないが，淡色で色の安定性のよいものが得

アルキド樹脂塗料は安価で， また前述のように多くのすぐれられる。また脂肪酸基にスチレン，アクリル系モノマーとグラフト＊た性能を持っているが耐アルカリ性，耐薬品性，耐熱性，耐塩水させたものはスチレン化アルキド樹脂，アクリル化アルキド樹脂

噴霧性，などがある。これらの性能を向上させるために天然樹脂とよばれ，速乾性である。エポキシ樹脂をポリオール成分として(ロジンなど)，合成樹脂(フェノール樹脂，エポキシ樹脂，シリコン＊用いたり，あるいはコールドブレンド したものは，耐水性，耐湿樹脂)， ビニル単量体，塩化ゴムを加えて性質を変えることもあ性，付着性がよくなる。このようにその組成によって，性質が非常る。これらは変性アルキド樹脂塗料＊と呼ばれる。またアルキドに広範囲に変えられるので，用途が広い。

樹脂はアルキド樹脂塗料以外にもアミノ ・ アルキド樹脂塗料＊，
ポリウレタン樹脂塗料＊，ラッカー＊などにも使用されている。

代表的な用途としては
乾性油変性 超長油性……合成樹脂調合ペイント

なお焼付け形アルキド樹脂(またはフタル酸樹脂)塗料と呼ば

乾性油変性 長油性……アルキド樹脂エナメル

れるものの中にはアミノ樹脂ワニスをビヒクル中に10～15％含ん

乾性油変性 中油～短油性……メラミンアルキド塗料だものもあり，広義にはアミノアルキド樹脂塗料＊といえよう。また

不乾性油変性 中油～短油性……

最近では植物油(脂肪酸)を含まないオイルフリーアルキド樹脂＊〃……ラッカー〃

塗料も出現している。

塗料用合成樹脂の中では最も重要，かつ多量に用いられており，全塗料用合成樹脂の約40％をしめている。

塗料規絡では JIS K 5562-1961 (フタル酸樹脂ワニス)， JIS
K 5572-1961 (フタル酸樹脂エナメル)，

JIS K 5613-1950 (焼付人造樹脂ワニス)， (注，焼付フタル酸樹脂ワニスが含まれてアルキド樹脂塗料いる。) JIS K

5617-1950 (焼付フタル酸樹脂エナメル)などがある。

alkyd coating，alkyd paint＊アルキド樹脂 を主成分ビヒクルとした塗料。アルキド樹脂は多塩基酸と多価アルコールとの縮合物と植物油(脂肪酸)から成

アルキルアミン

り，これらの成分の量，種顔を変えて組合わせることにより多種

alkylamine

多様の性質の樹脂が得られる。

ハロゲン化アルキルにアンモニアを作用させて作る。塗料用

おもなアルキド樹脂塗料には合成調合ペイント＊アルキド樹脂

添加剤でアルキド樹脂塗料，アミノアルキド樹脂塗料のゲル化

系サビ止め塗料，アルキド樹脂エナメルおよびクリヤーワニスな防止剤やガスチェッキング防止剤，水溶性樹脂の可溶化剤，エどがある。サビ止め塗料船舶の内外部 ・ 上構部 ・ デッキ，橋

マルション塗料のpH 調節剤，塗料はく離剤のはく離促進剤に使

架，鉄鋼構造物lこ用いられるが，油長＊の長い長油長アルキド

う。引火点が低く，腐食性，毒性の液体でアンモニア様の強い刺樹脂ワニスにサビ止め顔料＊，着色顔料，体質顔料を練り込んで激性のにおいを出し，強アルカリ性を示す。皮膚，粘膜などをお作る。これにボイル油＊やスタンド油を加えることもある。自然乾かす。密燥形である。
アルキド樹脂エナメルは短油性から長油性まで油長範囲が広<，短油性の場合は速乾性で塗膜も硬く，付着性，耐油性，保色性，耐候性がすぐれている。長油性の場合は塗膜が柔軟で可とう性にすぐれ，ほかの樹脂や溶剤との混和性がよく，顔料の分散性もよい。また塗装作業性や塗装後の塗膜の流展性もすぐれている。
アルキド樹脂エナメルは重車両(客車，電車)，重電機器(配電盤，トランス，モーター)，建設機械(ブルトーサー，クレーン)，自- 20 -

日本塗装技術協会

センし冷暗所に貯蔵する。おもな種類と性質を前ベージの表に

アルコール・エーテル系溶剤示す。

ブチルカルビトール＊(H9C4OC2H4OC2H40H)， プチルセロソルブ＊(H9C4OC2H4OH)， カルビトール＊(H5C2OC2H4OC2H4OH)，セロソ

アルキルフェノール

ルブ＊(H5C2OC2H4OH)， メチルセロソルブ＊(H3COC2H4OH)など，

alkyl phenol

エーテル基(ーOー)と水酸基(一OH)を持つ多価アルコールの誘フェノールのオルト，パラの位置にアルキル基がついた構

導体の総称。エーテルアルコール系溶剤ともいう。

造のもので，代表的なものとしてパラターシャリブチルフェノー
ルがある。白色のフレーク状でフェノール特有臭があり，融点

アルコール系溶剤

98℃でほとんどの有機溶媒に可溶で水に不溶である。ほかにメチルアルコール＊ (CH30H)，エチルアルコール＊(C2H5OH)，

パラオクチルフェノール，パラターシャリアミルフェノールなど

ブチルアルコール (CH3(CH2)2CH20H)， シクロヘキサノール＊ある。パラターシャリブチルフェノールはフェノー(CH2(CH2)4CHOH)，ベンジンアルコール＊(C6H5CH2OH)イソプロピ

ルに硫酸などの触媒の存在下でイソブチレンを

ルアルコール＊(CH3CH(OH)CH3)など，水酸基(ーOH)を持つ溶剤反応させて製造する。アルカリ触媒または酸触の総称。

媒を用いてアルデヒド類(主としてホルムアルデヒド)と縮合させて，油溶性100％フェノール樹脂，

アルコールステイン (酒性着色剤)

ロジンとフェノールホルムアルデヒド初期縮合物とを反応させalcoholic stain

ロジン変性フェノール樹脂塗料として用いられる。

木材着色剤の一種。アルコール溶性染料や塩基性染料をア
ルコールに溶かしたもので鮮明な色相に仕上るのが特徴。価格

アルコキシ基はオイルステイン＊(油性着色剤) より安価でまた乾燥も早いが，

alkoxyl radical

木材中への浸透性が大きく，木材の硬軟の差が着色によって大アルキル基(Cn H2n+1) が酸素と結合した形の1価の原子団 Cn

きく現われ，色むらを生ずる欠点がある。

H2n+1 O― をアルコキシ基といい，これらを含む化合物には，接頭語としてアルコキシを用いる。たこえば CH3Oー をメトキシ，

アルコール不溶物

C2H5Oー をエトキシ，などという。別の表現でいえばアルコール

ethyl alcohol insoluble matter(R―OH)のR―Oがこれに相当しーOH基のHを金属(M)で置換した試料をエチルアルコールと混合したのち沸騰させて溶かし，円

R―OMをアルコラート， アルコキシドという。そしてCH3OMをメト

筒ろ紙でこし，沸騰しているエチルアルコールで洗い，円筒ろ紙

キシドまたはメチラート，C2H5OMをエトキシドまたはエチラートとの中の残分をアルコール不溶物として計算する。

いう。

日本工業規格では JIS K 5400 8.5 で規定している。

この基は不飽和結合という電子供給源があり，これを含むもの
はカチオン重合をおこしやすい。

アルコール溶性フェノール樹脂
aｌcohol soluble phenolic resin

アルコリシスフェノールーホルムアルデヒドのアルカリ触媒下反応で得られalcoholysis

るレゾール樹脂は， メチルアルコール，エチルアルコールなどのアルコール類のヒドロキシル基を利用するエステル交換であり，アルコール類またはアセトン， メチルエチルケトンなどのケトン

油脂はメタノール，エタノールなどの低級アルコールによって容類によく溶け，この溶液からの皮膜は光沢があり，付着性よく耐易にエステル交換して，脂肪酸のメチルまたは，エチルエステル

水性も比較的よくワニスとして電気機器の仕上用ワエス，またはを生じ，グリセリンを遊離する。これらの反応をそれぞれメタノリ

自然乾燥性の木工用塗料として用いる。また酸を触媒としたノボ

シス，エタノリシスという。反応は油脂の加水分解と同様に酸，ア

ラック形のものは一般にオレンジまたは， 淡紅色でセラックの代

ルカリ，ナトリウムエチラートなどで促進される。アルキド樹脂の用として用いられる。

製造工程においての主反応は，エステル交換反応とポリエステ
ル化反応で、あり，油を原料とする場合，ポリオールとエステル

アルコール溶性レジン

交換し2官能のアルコール誘導体となり，油ポリオールのモル比はグリセリンの場合，1：2でペンタエリスリトールでは1：1がよい。

- 21 -

alcohol soluble resin
アルコールに溶けやすい樹脂または溶けている樹脂

日本塗装技術協会

で，たとえばマレイン酸樹脂，尿素樹脂などがある。マレイン酸樹

表面は酸化されやすく，酸化物はうすく耐候性のある皮膜で表面脂の場合は酸価の高い，部分エステル化物であり，アルコールを保護する。塩酸や濃硫酸には溶解し，アルカリ溶液にも溶解す以外にも炭化水素系溶剤に溶けるものと，炭化水素系溶剤に不る。また塩水にも侵されやすい。

溶のものがある。また尿素樹脂の場合，メチロール基をアルコー

けい素，銅，亜鉛，マグネシウムなどの金属と合金を作り，高ル類あるいはアルキド樹脂などでエーテル化して作る。できたも力アルミ合金，耐食アルミ合金となる。これらの合金は板，管材のは淡色でかたく光沢がすぐれ，比較的薬品性もよい。本レジンのほか鋳物として使用することが多く，アルミダイカストが代表的

は酒精ニス，木工用下地塗料，水溶性塗料として用いられる。

である。

アルデヒド定性試験

アルミニウム粉およびペースト

アルデヒドの定性試験には次のような方法がある

aluminium powder， aluminium pastei) Schiff試験，試料(アルコールまたは水溶液) 1滴を白色ハン金属顔料の一種。アルミニウム箔片にステアリン酸やミネラル

点板上にとり，1％亜硫酸水1滴およびschiff試薬1滴を加えてスピリットなどを加え，ボールミル中またはキネを用いて粉砕す放置する。 アルデヒドの両に応じて2～30分で赤～青色に呈る。りん片状の粒子で大きさ1～150μ，比重2.5～2.6，見かけの色する。

比重は非常に小さい。

ii) ベンジシン試験，試料1滴に試薬3～4滴を混ぜ合わせると外観上からはアルミニウム粉とアルミニウムペーストに分ける。
後者はアルミニウム粉に溶剤(ミネラルスピリット＊またはキシロ

黄～暗赤色反応が見られる。加熱により色が濃くなる。
iii) P ‐フェニルスルホン酸による試験，試験管に試料1滴とール＊)を加えて練り，ペースト状にしたもので粉末状のものに比

試薬7滴および濃硫酸4滴とを入れ混合し，沸騰水に30秒間ひたべ発火の危険が少なく安全で，貯蔵安定性もよく塗料製造時にしてから放冷する。これにアルコール数滴とクロロホルムを加えも扱いやすい。

て二層にし，濃塩酸5滴を加えて強くふると，クロロホルムの層が濃い赤色または青色に着色する。

性質上からはリーフィング形とノンリーフィング形，水系形に分ける。リーフィング形はりん片状アルミニウムが塗膜表面に層をiv) ペンタシアノ ・ アミン ・ 鉄 ・ ナトリウムと硫化水素によなして浮き，粒子があらいほど乱反射のため白く仕上る。また粒

る試験……チオアルデヒドのシアノ ・ 鉄錯塩の生成反応を見子の細かいものはクロムメッキ様の光沢となる。自然乾燥形のアる。

ルミニウムペイント＊など貯油タンク ・ 鉄橋 ・ 鉄塔用としてさびv) ベンゼンスルホキサム酸試験

止めをかねた上塗り塗料に使用する。
ノンリーフィンク形はアルミニウム箔片を粉砕する時，ステアリ

アルミナ白 (水酸化アルミニウム)

ン酸の代りにほかの脂肪酸を用いて作る。塗膜になったときりん

alumina white， alumina hydroxide

片状アルミニウム塗膜中に一様に分散してハンマトーン効果やAｌ2O3・xH2O または Al(OH)3＊

メタリック効果を示す。粒子が細かい程光沢が高く，粒子の荒い

比重2.45，屈折率1.47～1.53，体質顔料 中最も粒子が細かもの程，白くなり，またスパークル効果が大きい。自動車 ・ オー

く，また水やビヒクル，油にまぜてもほとんど透明なので、有機顔

トバイ ・ 家庭電気器具用などのメタリック塗料＊，金庫 ・ スチ料の体質として多く用いられている。

ルキャビネット用のハンマートーン塗料＊などの上塗り塗料，およ

酸価の高い油と練るとリバリング(膠化)を起こす性質を利用しびさび止め用下塗り塗料に使われる。

＊

水系形は水分散形，エマルション形があり，電着塗装用顔料て，油性塗料やフタル酸樹脂塗料などの顔料沈降防止剤 とし＊て使用する。また木工塗装でも目止め剤 (体質顔料)としても用に滴している。

いる。

JISには次のような規格がある。

アルミニウムオクトエート → オクトエート (オクテート)

アルミニウムおよびアルミニウム合会
aluminium and aluminium alloy
アルミニウムは比重が鉄の1/3で軽金属の1つであり，熱や電気の伝導度がよく，やわらかいので板，管，箔などに加工される。

- 22 -

日本塗装技術協会

アレニウス式
Arrhenius’ equation

アルミニウムペイント

スエーデンの化学者・天文学者 Svante August Arr –Aluminium painthenius(1859～1927)が 1889 年に提出した式で，反応速シルバーペイント，銀色塗料，アルミニウムエナメル

度と温度の関係を示す。
K=Ae－E/RTともいう。リーフィング形またはノンリーフィング形のアルミニウム粉*に 3~5 倍のビヒクルを加えて作る。

K は速度定数 ， R は気体定数 ，T は絶対温 度， E は そ(ただし高い金属光沢や熱線反射能力が必要な場合は塗の反応または過程に固有の定数で，エネルギーのディメ

装時アルミニウ粉とビヒクルを混合する。)ビヒクルはンジョンをもち，みかけの活性化エネルギーとよばれ

自然乾燥形塗料ではスパーワニス*やアルキド樹脂*，焼る。物理化学的現象もこの式がよく成立することが多付け形塗料ではアミノアルキド樹脂*が多い。

い 。粘 性 と 温 度 の 関 係 (A nd ra d e の 式 ) ，乾 燥 速 度 と 温

アルミニウムペイントの塗膜は，太陽光などの熱線を度の関係など，色材の実際面にも応用が広い。

よく反射 し，そ の内容物の温度上 昇を防止するの で貯油タンク，冷蔵庫，送水管，貯水タンクなどの塗装に用いアロジン処理られる。また熱をよく発散するので暖房用ラジエーター

アルミニウムのクロム酸系処理剤で，アメリカの A・やコンデンサー，スチームパイプなどの外面に塗装す

C・P 社製のものをアロヂンという。クロミッククロメ

る。

ートなどから成る黄金色のち密な薄膜で，耐候性がよい。

リーフィング形のアルミニウムを用いた時は塗膜の表

脱脂，表面調整，化成の一連の処理は常温で行ない，

面 にア ルミニ ウム の 層が で き るため ，水 分 や 湿分 を 通 し浸漬法が主として用いられる。(この系の処理剤は国産

にくく，ビヒクルが老化しにくいため耐候性，耐水性，でも各種のものがある。)

防錆性が良く，前記諸用途のほか，送電用などの鉄塔やシャーシ，鉄橋などにも用いられる。また耐熱性がよい

あわ消し剤(消泡剤)ので耐熱塗料*に使用されるが，この場合，ビヒクルの

defoaming agent, antifoaming agent

種類によっては 400~500°C に加熱されると，金属アルミ

塗装時のあわの発生を防ぎ，また発生したあわを消すのニウムは鉄面に融着して熱耐性の塗膜となる。

に用いる。

ノンリーフィング形アルミニウム粉の入った焼付け塗エ マ ルシ ョ ン 塗 料 な ど の 製 造 工 程 中 で 空 気 を 巻 き 込

料 は バ ス外 面 ，金 庫 ，スチ ールロ ッカ ー ，事 務 用 品 な ど

み ， こ れ が 塗 料 中 に 細 か く 分 散 さ れ たり ， ま た 塗 料 の 表に塗装される。

面にあわとなっていると，これらが塗装時，塗装後の塗なお，JIS K 5492-1960 (アルミニウムペイント)で膜に残り，塗面状態不良となる。またエマルション塗料

は 自然乾燥形 塗料の品質 をつぎの ように規定している。

に限らず，吹付塗り，はけ塗りした際にも巻き込んだ空気が塗膜面に残ることがある。
一般に，シリコーン，高級アルコール，リン酸トリブ
チル，パインオイル，および界面活性剤が用いられる。
添加量は大体 1％以下で，多量に用いると塗膜の付着性や上塗り性に害をもたらしたり，かえってあわを助長することがある。

栗粒塗り
金工面でいう魚々子(ななこ)仕上げに似ているとこ- 23 -

日本塗装技術協会

ろから一名七子塗りともいわれている。黒地のなかに赤って いる標準 液体 と少 容量 の気体 とと もに封 入 した標 準

や黄色のちいさな輪状の模様がいっぱいついている塗り

管を低～高粘度まで組にしたものである。

か たで ，座卓やお 盆の 表面 などにむか しか らさか んに 用

管の上下をすばやく逆転させると気泡は液体粘度に応いられている。

じた速度で上昇する。

津軽塗りと同じように青森県弘前市を中心におこなわ
れ て い る も の で ， 津 軽 塗 り と と もに 同 地 方 の 特 産 の ひ とつになっている。
ま ず ，下 地 が 終 わ っ たうえ に 色 漆 を 塗 り ，そ の 漆 が 乾 かな い うちに 栗 粒 を全 面 に まき つけ ，乾 燥 後 種 子 を ヘラ でとり去ると，そのあとにちいさな凹みが無数にできる，
そのうえを軽くといで頭をそろえ，色調のことなった色

未知の液体の粘度を測定する時は，標準管と同形，同大のガラス管に同量の試料を入れ栓をして，試料を入れた管の気泡と同速度で上昇する標準管から試料の粘度を知る。この方法は透明，半透明の試料の粘度を測定する
のに効果がある。

暗順応
dark adaptation

漆を上塗りし，乾いてから輪模様をとぎだして，磨いて

明 るい 所か ら暗 い 所に 移 ると ，そ の 直 後に は 何 もみえ

仕 上げたものであ る。現在 では この 栗粒 の代りに 採種 のないが，しばらくすると周囲の物の形がみえてくる。暗種子を用いる場合が多い。

さになれて物がみえる状態になること。あるいはなった
状 態 を暗 順応 とい う。暗順 応では か ん (捍 )状 体が はたら

あわ粘度計

い て 物を み てい るの で ，形 は みわ け られ るが ，色 は判 別

bubble viscometerできない。

液 体中におけ る泡の 上昇温度 は直 接その絶 対粘度に 比
例することから考案された粘度計であり，ガードナー気

暗所視

泡粘度計が最も有名である。

scopopic vision

直径，長さともに一定のガラス管中に既に粘度がわか

ヒ ト の 目 の 感 光 細 胞 に は す い (錐 ) 状 細 胞 体 と か ん (捍 )状細胞体がある。錐状体は約 650 万個，捍状態は約 1 億1500 万個ある。錐状体は明るいときによくはたらき，色を 判 別 で き るが ，捍 状 態 は 暗 い と こ ろ で も感 度 が よい か
わりに色の判断はできない。錐状体は感度が低いがカラ― フィ ルム ，か ん状体 は超高感度 の白黒 フィ ルム を考えればよい(金子隆芳：色の科学)。2nt(ニト.1nt は
1m2 あたり 1 カンデラの光度をもつ表面の輝度，カンデラは光度の単位，電気事業法による 1 燭は 1.0667 カン
デ ラ )以 下 の 輝 度 で お もに か ん状 体 が は た らい て い る 視
覧 の 状 態 を 暗 所 視 と い う。 したが っ て 物 の 形 は み わ け られるが，色は暗所視ではわからない。
アンズ色
慣用色名* 5.5YR 7.0/6.0

アンスラキノン系顔料
anthraquinone pigments
建染染 料系有機 顔料 。アンスラ セン を酸化 して得 られる ア ン ス ラ キノ ン 誘 導 体 の 染 料 か ら 作 る 。 色 調 は イ エ ロー，スカーレット，ブルー，バイオレットなど広範囲の色 相 の 顔 料 が 作 ら れ る が ア ン スラ ス ロ ン ス カ ー レ ッ ト を除いては鮮明度と着色力*が劣る。顔料の分散性が悪く，また色分かれ*を起こしやすい欠点もある。ただし耐光性，耐熱性，耐溶剤性にすぐれているので自転車用など
高級塗料に用いられる。
代表的なものに，アンスラピリミジンエロー，フラバ
ンスロンエロー，アンスラスロンスカーレット，インダ- 24 -

日本塗装技術協会

ンスレンブルー(indanthrene blue）がある。インダン

気量より多くの空気を放出できるようなものを選ぶ必要

スレンブルーはシァニンブルー*や紺青*，群青*などでがある。

は得られない赤味の青色を示すので有用な原料である。

安息香酸
benzoic add C7H5O2
芳香族脂肪酸であり，構造式に示すようにベンゼン
モノ カルボ ン酸（ ト ルエン 酸）に 相当 す る。無 色の 片状 結晶で，融点 121°C（100°C 前後で昇華する）冷水に難溶であるが，熱水，アルコール，エーテルに溶ける。トル
エンを二酸化マンガンと硫酸で酸化またはペンゾトリクロリドの加水分 解によって作られる。一塩基酸として種々の金属塩を作ったり，またこの酸のエステルは香料，溶剤として利用される。アルキド樹脂の変性剤としてゲル化防止剤などにも利用される。

安全色彩
safety colo（u）r

安息香酸ベンジル

JIS Z 9101 安全色彩使用通則では適用範囲で，「安全benzyl benzoate

色彩は，安全上必要な箇所を識別しやすくしようとす

不 揮発性 の溶媒 で可塑 剤に用い る。無色 粘 ちゅ うな 液る」ものであると定議している。だから使用に当っては体。冷却すると針状またはうろこ状結晶ができる。沸点

勝手な使い方をさけるべきである。

323～324°C，融点 21° C，引火点 148 °C，保存・取扱上とC6H5CO2CH2C6H5

くに注意を要しない。
J I S K 8 0 7 9 ― ( 1 96 1 ） で は 試 薬 特 級 と して 次 の よ うに規定している。
比 重（25/25 °C）

1.116～1.120

強熟残分（硫酸塩）％

0.05 以下

遊離酸（C6H5COOH）％

0.06 以下

屈折率 n20D

1.568～1.570

含 量（％）

99.0 以上

安全弁

アンダーコート

ｓafety valve

undercoat （paint）

タン ク内 の圧力がある一定限 度に達すると自動的に弁

被 塗 物と塗 料と の密 着性 を向上 さ せるために 用い られが開き，圧縮空気を外部に放出し，限度以上の圧力上昇

る下塗り塗装のことで，一名グランドコート（ groundを防止するのに用いる。

c o at ） ， ベ ー ス コ ート （ b as e c oa t ） な ど と もい わ れ て い

機構はスプリングの力によりる。

弁を上から押えつけ，下からはアンダーコートの目的は，素材と上塗り塗膜との中間

タンク内の空気圧が弁を押し上に あ って ，素 材 に対 して は そ の 欠陥 を 補 い ，平 滑 な 下地

げており，タンク内の圧力がス
プリングの力より小さい時は弁は閉じているが，逆に大きくなると弁が開くようになっている。
噴出圧力の調節ネジをねじ込んでスプリングの力を変えるこ

面をととのえて，以後に施こされる上塗りがスムーズに進められるように塗布されるきわめて重要なものである。
したがって，アンダーコ－トには素材への密着性はもちろん，上塗りに対しても密着性のよいものを選び，むらなく均等に塗るようにしなければならない。

とにより，安全弁の噴出圧力を調節することができる。
安全弁の大きさの選定はタンクに送り込まれてくる空

アンチーク仕上げantiquefinish(ing)- 25 -

日本塗装技術協会

アンチークとは古代風，古代風のという意味があり，－ル（漆酸）を主成分としているのに対して，安南漆の主アンチーク仕上げとは塗装技術によって古代風に仕上げ

成 分 は ラ ッ コー ルと い って ，ウ ル シオ ー ルの 異 性 体 に なることである。

っている。

古 代 色 仕 上 げに よる方法 は 透明 仕 上 げで下 塗 りを し，

化学式は C 2 2 H 36 O 2 で，組成はラッコール 52.06 含窒

その上から着色塗料（カラークリヤー）で仕上げる場合

素物 1.83，水分 29.59，ゴム質 16.52（真島利行）となっと，素地を直接ＮＧＲステインなどで着色後着色塗料でている。

淡く仕上げる場合とあるが，どちらも色むらがなく美し

安 南 漆 は ，ゴ ム 質 分 多 く品 質 的 に 日 本 産 や 支 那 産 に 比く見えるが材質感を十分に生かせないきらいがある。

して 劣 るため ，こ れ単 独で は用いられ ない ので 精製漆 のま た虫 喰 い 穴 や 塗 膜 が す り へっ て 素 地 か 露 出 したよう原料として用いられていたが，42 年以降ほとんど綸入さな仕上げ方法で古代風を表現することもある。

れていない。

an-teak finish（ing） → Oil finish

アンローダ
アンチモン白(酸化アンチモン)
antimony white, antimon oxide Sb2O3
白色顔料。輝 安鉱 Sb 2 S 3 ま たは金属アンチモンを 酸化して作る。比重 5.4～5.7，屈折率 2.1～2.3。隠ぺい力は
亜鉛華より大きく，二酸化チタン *(チタン白)よりやや劣る。

unloader
圧縮機の圧力を制御するのに用いるもので，いちいち
圧 縮 織 の回 転 を 止め たり ，回 したり せず 常にあ る一定 の範囲に保つことができる。
手動式と自動式があるが，自動式の場合はアンローダのボディー内にあるピストン

油 性 塗料に 用い ると き ，酸 性 のため 乾燥 かおそ いの で亜鉛華*のような塩基性顔料を併用しなければならない。
耐熱塗料にも用いられる。無毒なので鉛白 *の代りに使用される。

がスプリングの力によって下方に押され，下からはタンク内の空気圧によって押し上げられている。このバランス
がくずれ，タンク内の圧力がアントラセン黒ア ントラ セン 油を 原料に して作っ たカーボン 黒 * 。

スプリングの力より強くなるとピストンは上方に押し上げられタンク内の圧縮空気が
圧縮機本体の吸入弁まで流

アンドレードの式

れ，弁の作動を停止させる。

Andrade’s equation

したがって回転はしていても液体物質の粘度と温度の関係を示す式で圧縮しないことになり，圧力

η=Ae

U/RT

上昇はストップされるわけでここに η は粘度，U は１モル当りの流動の活性化エネルある。

ギー，R は気体定収，T は絶対温度である。この式はまた，逆にタンク内の圧力が下り，スプリングの力より弱くなると1930 年 Andrade によって実験式として提案されたが，ピストンが戻り，吸入弁に送っている圧縮空気をしゃ断するため

Eyring によって理論的基礎づけがされた。U は水で 4.6

再び弁が作動し圧縮を行なう。

Kca1/mol トルエンで 2.07Kcal/mol 程度であるが，ポイ

リマー溶液になると数 Kcal/mol～数 10Kcal/mol になる。塗料用ワニスなどでは数～ 15Kcal/mol で濃度の上イオン交換樹脂

昇とともに急激に高くなる。

ion exchange resin
樹 脂 が そ の 分 子 構 造 中 に ス ル ホン 酸 基 ， ホ ス ホン 酸 基

安南漆をもつものはイオン交換能をもつ，溶失しないためには

仏印漆ともいう。北ベトナムの首都ハノイの西北約

三 次 元 構 造 を も つも の で あ るこ と が 必 要 で ，基 本 構 造 と130km のところにあるトンキン省の富寿（フート）の東

してはフェノール・ホルムアルデヒド樹脂，スチレン―部，通称安南ビルマ山脈の山麗丘陵地帯を中心に栽培さジビ二ルベンゼン共重合体，アクリル酸またはメタクリ

れている漆の樹からとったものである。

ル酸およびその誘導体とジビ二ルベンゼンの共重合体な性質は，日本および支那産の漆が，いづれもウルシオ

どを基本として多くの変型がある。イオン交換樹脂を膜- 26 -

日本塗装技術協会状として用いることもできる。 → イオン交換膜

遷移金属触媒でオレフィン類をアニオン重合させるとイオン交換装置

立体規則性ポリマー*を生成することがある。この反応

海水よりカン水の濃縮，海水または地下水の飲料水
化，砂糖，乳製品，アミノ酸などの精製，放射性廃棄物

は Ziegler-Natta 重合，配位重合，立体規則性重合とよばれる。

の処理そのほか脱塩，酸回収に応用され，電着塗装においても塗料の pH 調整に使用される。

イオン反応
ionic reaction

機 構 的 に は イ オ ン 交 換 膜 ま たは イ オ ン 交 換 樹 脂 を 利 用
してカチオン，アニオンをそれぞれ分離する。交換膜を用 い ると き は カチ オ ン 膜 ，ア ニ オ ン 膜 を 交 互 に 何 枚 も並
べ ，そ の 両 側 に 直 流 の 電 極 を 置 く ，そ して 膜 の 間 に 液 を通すことにより，液中のカチオン，アニオンがそれぞれの膜により分離し，純粋な液となったり，逆に濃縮されて出てくるわけである。

イオンが関与する化学反応をいうが特に有機化学反応
で は 広 く化 学 系 に 電 子 の 移 動 や 授 受 を と もな う もの を さす 。対 応 す る反 応 と して は 遊 離 基 反 応 が あ る。反 応 例 として電解質水溶液内の反応，水素イオンおよび水酸基イオンなどによる酸，塩基の触媒反応，有機化合物溶液に添 加され た電 解質 の反応 など であり ，有 機イオ ン反応 では原系または生成系を構成する化学種がイオンでなくても，反 応 過 程 に おい てイ オ ン を 生じ こ れ が 反 応に 関与 すイオン交換膜ることが多い。たとえばベンゼンのニトロ化においてはion exchange (resin) film

ニトロニウムイオン NO2 が反応する。

イオン交換膜にはカチオン膜，アニオン膜があり，それぞれカチオン膜はカチオンは通すがアニオンは反発

いか油 → 魚油

し ，ア ニ オ ン 膜 は ア ニ オ ン は 通 す が カチ オ ン は 通 さ な い
性質を持っている。

息切れ

注目すべき性質は応用する方面により異なるが，多く

spitting spray, flutteringの場合伝導性，選択透過性，電気浸透，拡散および濃度

スプレーガンで塗料を吹付ける際，塗料の噴出が断続

分極現象などが主要なものである。

的になり，連続した塗料ができない状態になることを息

イオン交換膜が最も大規模に実施されているのは海水切れという。

の濃縮による食塩の製造，カン水の脱塩による水の製造

これは塗料の通路に空気が混入するためで，この状態

が あ る。ま た，電 着 塗 装 に お い て も俗 の 調 整 に 用 い られのまま塗料すると塗りむらを生じる。

ている。

原因としては塗料容器の取付け，塗料ノズルの締付およびニ―ドルパッキンの締付けがゆるんでいる場合におイオン重合ionic polymerization
重合反応*のうち，イオンを中間体として進む重合反応
をイオン重合という。イオンがカチオンであるかアニオ

こるが，そのほか，塗料が不足している場合も同じ現象になる。
息切れの修正は各部のゆるみを締め直すか，パッキン
不良の場合は交換する。

ン で あ るかに よっ て カチ オ ン 重合 と アニ オ ン 重 合に わ けられる。

域値(いきち)threshold
刺激域と認別域との総称。刺激の存在または二つの刺
激 の差 異が感 覚的に ちょ うど判断 され るような刺 激尺 度上の値。
色差の単位である 1NBS は 5LPD にあたるから，
この場合の域値は 0.2NBS ということになる。

アニオン重合では停止反応が起こらず，モノマーがな

移行 → マイグレーション

くなってしまっても，活性が保持されていて，モノマーが追加されれば反応することがある。このような重合は

イサノ油

リビング重合*とよばれる。

isano oil- 27 -

日本塗装技術協会

イサニック酸のグリセライド，イサノリック酸のグリ

ニッケル触媒を用いて加熱する。

セライドを主成分としてリノレン酸，オレイン酸および飽和酸のグリセライドからなる乾性油である。イサニッ

イソアミルアルコール → アルコール系溶剤

ク酸および，イサノリック酸はともに共役三重結合をもちイサノリック酸は水酸基をもち，反応性がある。

イソインドリノン系顔料

この油は高温にて多量のガスが発生し，防火塗料とし

isoindolinone pigmentsて利用される。

Geigy 社（スイス）が開発した高級有機顔料。高い融点（あるいは分解点）を持ち，耐候性，耐溶剤性にすぐ

異常粘性

れ色調も濃色 ，淡色いずれ も鮮 明である。また顔料の分

anomalous viscosty

散 性 が 良 く流 動性 の 良 い 塗料 が得 られ ，またチ タン 白 とニュートン流体*でない流体が示す粘性のことをいう。

の 色 分 か れ を 起 こ しに くい 性 質が あ るな ど す ぐれ た特 徴

塑性流動*や擬塑性流動*はすべて異常活動である。

異常色覚があるので高価だが自動車用上塗り塗料などに適している。
下 記 の よ う な 基 本 構 造 で ， 正 式 名 は Bis- （ 4 ， 5 ， 6 ，defective colo(u)r vision
正常色覚（色の識別能力が正常である色覚）にくらべ

7-tetrachloro isoindoline-1-one-3-iridene）-djamine。

て 色 の 識 別 の 悪 い 色 覚 を い う，第 一 異 常 （ 赤 色 盲 ） 第 二異常（緑色盲）第三異常（菫色盲）があるが，第三異常は ま れ で ，第 二 異 常 が 最 も多 い ，色 盲 は な お らな い と いうのが通説であるが，皮膚の特 定のツボに電気を通すことによって，「どうも効果があるらしい」という程度の効果をあげることもできるらしい。色弱の人はいろいろな職業からシャフトアウトされる機会が多いが，実際には 軽 度 の色 弱 は何 らさ しつかえな い 場合 も多い の で ，なるべく機会を与えてあげたいものである。

色相はＲの種類によってレモンエロー，オレンジエロー，スカレット，レッドの範囲の顔料が作られる。
市販品には Ciba-Geigy 社の lrgazin Yellow 2GLT
(G.I. Pig. Orange 42)，Irgazin Red 2BLT(C.I. Pig.
R e d 1 80 ) ， 大 日 本 イ ン キ 化 学 工 業 ㈱ 社 の F as t og e n
Super Yellow GR(C.I. Pig. Yenow 110)などがある。

磯草塗り
あたかも海中に藻が，ゆれ動いているようにみえるところか ら名 づけられたもの で ，新潟県 孫産の 渡辺縫之 守という人が考えだしたといわれている。
やり方は，まず黒しぼ塗り（黒漆にたんぱく質を加えて塑性をもたしたもの）を一回塗って乾かないうちに，
布タンポまたは５～６センチ平方くらいの木またはゴムのブロックを布または漆のコシガラ（コシ紙）で包んだ
タンポを用いて ，左右に半回転させながら連続的に文様

異性化油
isomerized oil
脂肪酸の基の中には非共軛の二重結合を２個，３個含をつくるもので，そのまま乾かして仕上げにする場合と，そのうえから青漆などを塗ってとぎたし，ツートン
カラ ーで 仕 上 げる場 合 ，ま た金 箔 や 銀 箔 を 押 し，透 漆 をんで い るもの が あ る 。こ の 結 合 を 共 軛 二 重 結 合 化 （ 異 性

塗ってからといで磨き仕上げにするなど，いろいろの場

化 ） す れ ば ， 加 熱 の 際 に 重 合 しや す い 。 大 豆 油 ， あ まに合がある。

油の乾燥性を脱水ひまし油，支那桐油程度にすることが ，異 性 化 に よっ て 期 待 でき る。乾 燥 性 以 外 に 耐水 性 ，

イソシアネート基

耐アルカリ性，反応性も向上する。製法としてはアルカ

isocyanate group

リを触媒として加圧下で 300°C 程度で加熱したり，活性イソシアン酸エステルに含まれる１価の原子団で，- 28 -

日本塗装技術協会－Ｎ＝Ｃ＝Ｏの構造をもつ。相当するアミンとホスゲン

イソブチルビニルエーテルとの反応で以下のようにできる。

isobutyl vinyl ether CH2CHOCH3CH(CH3)2

Ｒ-ＮＨ2+ＣＯＣｌ2 → Ｎ=Ｃ=Ｏ+2ＨＣｌ

無色の液体で比重 0.770(20/20℃)，沸点 83.3°C であこ の 基 は ア ル コ ー ル類 ，ア ミ ン 類 の よ う な 活 性 水 素 を 含り，わずかに水に溶ける。アルコール，エーテルには溶

む化合物と容易に反応し，ウレタン

けまた重合しやすい。アセチレンとイソブチルアルコーを生ず

ルで 触 媒 を 利 用 して 作 られ る。 接 着 剤 ，ア ル キド 樹 脂 の
変 性 ，各 種 ラ ッ カ ー の 可 塑 剤 な ど の ほ か ， 中 間 体 と し てる。塗料用としては，主として 2,4-トリレン・ジイソシ

利用できる。

アネート，2'6-トリレン・ジイソシアネート，ジフェニ
ルメタン-4，4'-ジイソシアネートなどのイソシアネート

イソプロパノール → イソプロピルアルコール基をもつポリイソシアネートが用いられ，いわゆるウレ
タン樹脂塗料として，イソシアネート基の極性の大きい

イソプロピルアルコール(イソプロパノール)

こと，凝集力も大きく水酸基などと反応しやすく付着のisopropyl alcohol (isopropanol) (CH3)2CHOH

必要な木工，ゴム，プラスチック，電線用として利用さアルコール系溶剤。かつてはアセトンを水素添加してれる。

作 って い たが ，現 在 で は プ ロ ピ レ ン を 硫 酸 に 吸 収 さ せた

イソフタル酸の ち加 水分解 して作 る。無色 透明 の液体 でアセトン 臭がisophthalic acid C8H6O4あり，水と自由に混合する。ラッカー*の助溶剤*，ウオ

白い結晶体で 350°C の融点をもち，水にわずかに溶けッシュープライマ－*やセラックニス*の溶剤として用いる。メタキシレンの酸化によって作る。フタル酷およびる。引火点 11.7°C (密閉)，21.1°C (開放)，発火点 460°C，

テ レ フ タル酸 の 異 性 体 で あり ，アルキド 樹 脂 の 多 塩 基 酸

蒸発速度 230(酢酸プチル＝100)，蒸気密度 2.07(空気＝と し て 用 い ら れ る 。 樹 脂 は 耐 熱 性 ，100)，有機溶剤中毒予防規則*では第２種有機溶剤に区分

耐 衝 撃 性 に す ぐ れ ， 無 水 フ タ ル 酸 使

し，空気中の許容濃度 400ppm (ベンゼンは 25ppm )。

用 の も の よ り も 塗 料 と し て の 特 徴 がJIS K 1522－(1963)では次のように規定している。

あ り ， 家 具 用 ラ ッ カ ー に 用 い ら れる。不 飽 和 ポ リエ ステ ル樹 脂 の多 塩 基 酸と 併 用 し用 い ら
れ ， 接 着 性 な ど が す ぐれ ，自 動 車 用 パ テ と し て 適 し た樹
脂の原料である。

イソブタノール → イソブチルアルコール

イソブチルアルコール(イソブタノール)
isobutyl alcohol (isobutanol) CH3CH(CH3)CH2OH
アルコール系溶剤。プロピレンからオキソ法により作る。また水性ガスからメタノールを作る際副生するアルコールか ら分 留 して 得 る。無 色 透 明 の 液 体 で ア ミ ルア ル
コールに似 たにおい がある。常温 で水に 約 1 0％ 溶解 する。市販品は比重(20/20°C)0.797～0.803，沸点*106～

イソホロン
isophorone COCHC(CH3)CH2C(CH3)2CH2ケトン系の溶剤。アセトン*から作る。無色透明の液

109°C，水分 0.4 以下，引火点*27.8°C (密閉)，39.6°C(開放)，発火点*440°C,蒸発速度*70(酢酸プチル＝100)，
蒸気密度 2.55(空気＝1.0)，有機溶剤中毒予防規則*で体で水に微溶，多くの有職溶剤と混合する。比 (20/20°C)0.923，引火点*80°C 以下(密閉)。96°C (開放)，発は第２種有機溶剤に区分される。空気中の許容濃度 100

火点*462°C，爆発限界*は下限 0.8%，上限 3,8％(容量)，ppm(正ブタノールと同じ)。爆発限界*の下限 1.68％

融点*-8.1°C，蒸発速度*がおそく(３，酢酸プチル＝(容量)，上限 11％(容量)。

100)，高沸点(蒸留範囲 205～220°C)なので焼付形アミメラミン樹脂などアミノ系樹脂ワニスの合成やニトロ

ノアルキド樹脂塗料*，アクリル樹脂塗料*，ホット用ラセルロースラッカー，アクリルラッカー用助溶剤としてッカーなどに用いる。

使用される。

- 29 -

日本塗装技術協会

イタコン酸
itaconic acid
イサコン酸およびシトラコン酸の異性体であり，構造式に示す ように不 飽和２塩 基酸であ る。白色結晶で融点167～168°C であり水に対する溶解度は 8.3g/100g であるが，アルコール，エ－テルなどに溶ける。砂糖きびを菌類 で培養して作る。不 飽和ポ リエ スセル樹脂の 成分として 利 用 さ れ る 。焼 付 け 型 の ア ク リル樹 脂 の カ ルボ キシ
ル基を利用しての橋かけ反応にあずかることもある。

一酸化鉛（リサージ，密陀僧，酸化鉛）

板状さび

lead monoxide, litharge PbO
金 属 の 表 面にあ る酸化 物 ，水酸 化 物 を錆 とい い ，一 般に 層 を な して い る。赤 錆 の 場 合 は ，こ の 錆 が 水 に 溶 け て浮き出したあと刺しい錆が生成し，また離れ，くり返して い くと 層状 の 錆が 重 な っ て板状 に な る。黒 皮 の場 合には ，鉄 素 地 が 腐食 して ，黒 皮 が層 状 に はが れ ること があり，この状態も板状さびといわれている。

―液形(ポリ)ウレタン樹脂塗料→ ポリウレタン樹脂塗料

顔 料 。金 属 亜 鉛 を 溶 融 し て 酸 化 さ せ て つ く る 。色 相 は淡黄色（斜方晶系）または赤黄色（六方晶系）。比重 9.3～9.4。水にとけてアルカリ性を示す。塗料用としては
スパーワニス*の乾燥剤に用いる。鉛丹，鉛白，黄鉛などの原料。
奈良時代に唐から伝わった密陀絵はあまに油に一酸化鉛を乾燥剤として使っている。

糸(状)さびfiliform corrosion

１号船底塗料一船底塗料１号

塗装やめっきなどをしたものに発生する皮膜下のさびの１種である。カビのように糸状に発達してゆく。温度

一時的防食法鉄 鋼 製 構 造 物 の 場 合 に ，現 地 で 建 造 す るま で の 間 に 工
場 塗 装 が 行 な わ れ る 。こ れ を 一 時 的 防 食 法 と い い ，多 く
長曝型のショッププライマーが用いられる。
このショッププライマーは一時防錆プライマ－ともいわれるが，各種のタイプのものが開発されている。

→ ショッププライマー

65％以下ではほとんど発達しないが，65%～95％では湿度が高いほど早くまた大きく発達してゆく｡湿度が 100％近くになると，塗膜を破壊してふつうのサビになってしま り 。 糸 さ び の 内 部 を よ く観 察 す る と 頸 部 は 青 い 液 体 が入 って いて ，胴 体はさ び色 の酸化 生成物 で ，頭と胴 体 の間には 0.2mV 程度の電位差があり，頭部が陽極になっている。塗装前の金属面に可溶性の塩が残っていないよ
うにし，また透湿性の少ない塗料 および塗装工程を採用

１段圧縮機

すれば防止できる。

single stage compressor
一般に 10kg/cm 2 以下の低圧力の場合に使われる圧縮機
で，塗装 の吹付け用には ほとんどこの１ 段圧縮機が使用されている。
大気圧から一回の圧縮で上昇させていく方法で圧力が高くなるにつれて圧縮による熱で効率が悪くなる。した
がって 10kg/cm2 以上の圧縮機では一度 3kg/cm2 程度に圧縮したのち冷却しなから別のシリンダーに送り込み，そこで再び圧縮する２段圧縮機 *が用いられる。
さらに高い圧力になると３段，４段圧縮というように何回かに分けて冷却しながら圧縮していく。

- 30 -

日本塗装技術協会

糸ひき
webbing

あ しは黄 味に ，また原色 が黄 味の とき 色あ しは赤 味に なることが多い 。

高分子量のポリマーの溶液を吹きつけ塗りしようとす
ると，液は微粒化しないで糸状になって飛び，塗面はク色あわせcolo(u)r matching

モの巣をつけたようになってしまうことがある。シンナ
ーの 溶 解 力 を 強 くす るか ， シン ナ ー添 加 量 を 多 くす れ ぱ

実 物 見 本 や 塗 り 見 本 に よ って ， 塗 料 を 調 色 す る こ と を防ぐことができる場合もあるが，根本的にはポリマーのいう。ただし実物見本や塗り見本は長い間の保存中に変分子量をさげることである。原因は，液中でのポリマー

色 したり ，汚れに よる色彩 の変 化や 光沢 に生 じる変化 がの か らみ 合 い に よる 弾 性 の 発 現 で あ っ て ， こ の より な 粘

多 い ため ，特 定 の 見 本 に よらな い で ，色 見 本 帳 に よって

弾 性 液体 を棒 の 先に つけ てひきあ げると ，ふ つうの 液 体指示される場合が多い。

のように滴（しずく）となって落ちないで，長い糸をひく。この性質を曳糸性（spinnability）とよぶ。卵白，ト
ロロイモをすりおろしたもの，天然ゴムのキシレン溶液などはその例である。

現在わが国でもっとも多く用いられている標準色見本
帳には＜マンセル標準色票＞，日本色彩研究所発行＜色の標準＞，内閣印刷局発行＜標準色彩票＞，それに＜オ
ストワルド標準色票＞がある。
また塗料の色あわせによく用いられるものとしては，

命 綱

日本塗料工業会発行の＜塗料用標準色見本帳＞がある。
なお塗料の色あわせについて問題になるのは光沢であsafety band，safety rope
高所作業や危険を伴う場所での作業のとき，墜落防止の目的で作業者の腰に装着するもの。これに付属するロ―プの先端にある金属製手鉤を建造物の一部に固定して作業する。

る。塗 膜 の 色は 光 沢に よって かな り の影 響 を受 け るの で
注 意 しな け れ ば な らな い ，光 沢 に つい て は 通 常 グ ロ スメ
ーターによって指示される場合が多い。

色押え

高所作業者に対しては，すべて労働安全衛生規則によcolo(u)r fixing

っ て 安 全 帽 と と もに 命 綱 の 着 用 が 義 務 づ け られ て い る。

木部素地に着色あるいは目止めを行なったのち，それらが油ワニスの塗膜ににじむのを防ぐ必要のある時に油

イボタろう
イボタ貝殻虫からの分泌物から精製したろう。

ワニス中の溶剤にとけないセラックニスまたは白ラック
ニスを用いて押えることをいう。

融点 80～85°C，主成分はセロチン酸セリル。
塗装ではつや出剤として使用される例がある。

色温度
colo(u)r temperature色 → 色彩すべての波長の放射を完全に吸収する物体を黒体という。たとえぱ炭は黒体に近い。黒体を加熱すると，その色あげ

温 度に 応じ て光 を 放射 する。温度 が低 いとき は赤 っぽ いrecoating

光 で ，温 度 が上 が るに つれ て青味 へ うつる。温 度 と 放射

不透明塗装で仕上げた場合，表面の色相が重要である。

エネルギーの分光分布の間には Planck の式が成立す

経時 変化によって生 じる表 面の色あ せができた場 合に ，る。
W = 𝐶1 /𝜆5 (𝑒 𝑐 2/𝑟𝑇 − 1)

その上からもう一度塗装（不透明）することをいう。

W:放射束密度，λ：波長，C2:14,380

色あしtint (ing) shade, reduced shadeC1:分光放射発散度Ｗの単位のとり方によってきまる
常数

着色顔料*に白色顔料(二酸化チタン，亜鉛華など)を

分光 分布の 色が，完全黒 体とは 違っているような 光源

加 え て 塗 料 化 し たと き の 淡 彩 色 の 色 調 を い う 。 たと え ぱ

で あって も，その 光源 の 色が ，熱せられ た完 全黒 体の 色同じ色調に見える２種類の赤顔料に白色顔料を加えて淡と ほ ぼ 等 しい と き は ，そ の 黒 体 の 温 度 で ，そ の 光 源 の 特色化したとき１種類は黄味のピンク色に，ほかの１種類

性を記すことができる。これを色温度という。

は青味のピンク色になるなど，元の色(原色)はほとん

標準の光Ａの色温度は 2854 K

ど同じであっても，色あしが異なることが多い。またシBは 4870K

アニ ンブルー *な ど紺 色顔 料で は原 色が赤 味の 場合 ，色C

は 6740 K である。

- 31 -

日本塗装技術協会

色空間

色知覚

colo(u)r spacecolo(u)r perception

色は 3 つの属性によって表わすことができる。例を心「 人 間 が 外 界 の物 体 の 状 態 と して 認 知 す る色 ，または そ

理学的な表し方である修正マンセル系にとれば，色は色の機能｣(JIS Z 8105)。

相，明度，彩度の 3 つによって表わせる。その中の 1 つ
か 2 つでは不十分であるし，4 つ以上のパラメーターは色着け(着色)不 用 で あ る 。 3 つ で 表 わ す こ と が で き る の だか ら ， 座 標

colo(u)ring，tinting

軸は 3 つ，すなわち空間の 1 点として色を示すことができる。このように色の表示に用いられる３次元空間を色空間という。

色刺激
colo(u)r stimulus
色は，発光体の色であれ，反則物体の色であれ，光(可視波長放射)が目に入って視感覚となる。この放射

着 色 に は 素 地 着 色 と 塗 膜 着 色 の 二 つ の 方 法 が あ る 。素
地着色は素地に直接着色する方法であり，用いられる着色剤は透明の色と半透明の色があり前者には主として溶解する染料，後者は不溶解の顔料である。一般には染料溶液の方が使用される。この場合は木材の色調や木理を引き立たせるよう考慮しなければならず，あまり濃くして 材 感 を 失 って は い け な い 。着色 剤 は 水 性 ，油 性 ，ア ル
コール性着色剤，NGR ステイン，顔料ステイン，薬品
着色などがある。

が 色 刺激 と よばれ る。ど んな 知覚 に な るか は ，その 放 射

また着色目止めといって有色顔料を目止剤に加えて行のスペクトル組成によってきまる。

なう方法もある。一方塗膜着色は着色塗料(カラークリ
ヤーなど)を用いて下塗りから上塗りまでの中間で塗膜

色刺激値を 作 る方 法で ，用い る塗料 は木材 料塗 料であ る。こ の方

colo(u)r stimulus specification

法は素地着色では出せないぼかしなどのとき行なう。

三刺激値によって定められる色刺激 *の性質を表わす
量 。色 刺 激 の 項 で ，刺激 は 分 光組 成 に よっ てき ま ると 書

色の安定性

い たが ，1 つの 分光 組数が 与えられ ると ，そ れに対応 すstability of colo(u)r

る色刺激値が 1 つきまる。しかし，1 つの色刺激値に対JIS K 5400（塗料 一斂試 験方法） 6. 4 に 規定さ れて い

応 す る 分 光 分 布 は 無 数 に あ り ，こ の こ と が 条 件 等 色 * ( メ

る塗膜の変退 色試験方法の 一つ。ここ では「塗膜が近紫

タメリズム)の原因となる。

外線に照射されたときの色の変りにくさを，退色試験用
水銀ランプの光を照射して調べる。毎回の照射は 20 時間

色順応
chromatic adaptation
順応とは，感覚器官に与えられた刺激に適応して，感覚器官の感受性がしだいに変化する過程または変化した状態をいう(JTS Z 8105)。
色順応とはごととし，照射時間の累計は最長 100 時間とする。この試験は主として屋内用の塗料について行なう」としている。試験方法は，試料と見本品の塗料をそれぞれ別のガラス板（100mm×50mm×2mm ）の片面に塗り，乾燥
後 ，試 験 片 （ ガ ラ ス板 ） の 長 手 方 向 の 半 分 を そ れ ぞ れ ア
ルミニウムはくておおい，上記水恨ランプの光を 300mmの距離から照射する。 20 時問ごとにアルミニウムはくを(1)色光に対する順応過程と取り除き，照らされた部分とおおわれた部分とについ(2)色光に対して順応した状態とがあり，(1)と(2)をて，塗面の色の差異の有無・大小を調べ，塗面の色の差

区別する場合は，(1)を色順応過程(2)を色順応状態という。

異 が 現 わ れ る まで に 照 射 し た時 間 の 累 計 が 少 な い 方 を“ 色 の 安 定 性 が 小 さ い ” と す る 。照 射 時 間 の 累 計 が 1 0 0

色対比

時間に達しても試料と見本品とにそれぞれ色の差異が現colo(u)r contrast

われないときは，試料と見木品とは”邑の安定性が等し補色関係の色をならべておくと，互いに強調されてよい ” もの と す る。 色 の 差 異 が 現 わ れ るの に 必 要 な 照 射 時

り鮮かにみえる。このように２つの色が互いに影響し，間が等しくても，色の差異に大小があるときは，差異のその琵相違が強調されてみえる現象を色対比という。色彩

大きい方を”色の安定性か小さい”とする。なお，ワニ用語としてはこのほかにもう 1 つ，2 つの相対的なスなど透明塗膜については試験片を白地の上に置いて比相違。またはこれを量的に表わしたもの，も色対比とよべ る 。 ま た ガ ラ ス 板 の 代 り に 軟 銅 板 （ 1 5 0m m × 7 0m m ×

ばれる。

1mm）を用いることもある。

- 32 -

日本塗装技術協会

色の安定性（JIS によっては色の安定度とよぶ場合も縞模様になっているのを silking とよぶ，色分かれ flo-あ る） は J I SK 5 5 1 4 （ 油 性 調 合チ タン 白 淡 彩 ペイ ン ト） ，odi ng と同じく，顔料 の界面化学 的性質の差が大きいとJISK5515（油性調合色ペイント），JISK5531（クリ

おこりやすく，添加剤やシリコーン油の使用で防止でき

ヤーラッカー），JISK5532（ラッカーエナメル），JIS

る場合が多い。

K5572（フタル酸樹脂エナメル），JISK5581（塩化ビ
ニル樹脂ワニス），JISK5582（塩化ビニル樹脂エナメル），JISK5563（合成樹脂エマルションペイント）の２種。JISK5651（アミノアルキド樹脂ワニス）などに
いずれも「見本品に比べ小さくないこと」として規定さ
れている。

色の許容差
colo(u)r tolerance
人間の目はよい条件の下では 0.2NBS*程度の差を識別できる。ところが，塗料などではそのように精度よく調色することは時間もかかるし，塗装条件によってもその程 度 の 差 は 発 生 す る 。 ま た実 際 に は よい 照 明 条 件 の 下

色むら防止剤色 → 分かれ防止剤

で，２つの面と相接して比較することがない場合も多い
ので，許容差は大きくなる。ふつう，かなりの精度を要求されるときの調色で 1NBS 程度，それほどでない場合
2NBS 程度が許容されることが多い。
色の表示（表色）
colo(u)r specification
色を定量的に表示すること（JISZ8105 色に関す

色わかれflooding
混合着色顔料を用いて作った塗料で，塗謨が乾燥するまでに顔料の分布が不均一になり，表面と内部で色が違 った状 態 に な る現 象 をい う。こ の 欠 陥 の 原 因 は 色 む らの項で述べたのと同じで，対策も同様である。
なお，色むらを色わかれと呼ぶことも多い。

る用語）。
色は物理的には主波長と純度で，心理物理的には，三刺 激 値 で ，心 理 的 に は ３ 属 性 で 表 わ す こ と が で き る 。色材 関 係 者 に 最 もな じみ が 深い のは 修 正 マ ン セル系 で ， J
IS Z 8721（三属性による色の表示方法）がこれである。デザイン関係ではオストワルト表色系が比較的よく使わ れてい るが，これ も心理学的表 示である。心 理物理的表示としては，JIS Z 8722（２度視野における物
体色の測定方法）JIS Z 8701（２度視野における３色 の XY Z 系 に よる表 示 方 法 ） が あ る。三 刺 激 値 XY Z
からは U*I*W*系に変換でき（JIS Z 8729「U*色わかれ防止剤

V*W*系による物体色の表示方法」）これは UCS

antiflooding agents, antifloadting agent（Uniform Colour Space 等色差空間）の一種で，色差計算などに推奨される。

塗料や塗膜の色わかれ*（flooding）や色むら*（浮き色ともいう，floating）を防止するための添加剤。シリコ
ー ン ， レ シ チ ン ，ナ フ テ ン 酸 鉛 脂 肪 酸 ， 界 面 活 性 剤 な ど

色むらが少量（0.5％以下）用いられる。
これらの色わかれ防止剤は同時に流展性の向上による

floating，silking
2 種以上の着色顔料を用いた塗料を塗ったとき，その塗 膜の平 たん化（ l evel ing）効 果や 粘度低 下剤 ，塗料 製

表面に部分的に色が違う所ができる現象を色むらとよ

造時の顔料分散剤としても使われている。ただし，これぶ。塗料，塗装では，色むらは用語としては「浮き」とらを過剰に用いると塗膜に「はじき」「クレタリング」

よぶ 。ま だらな 斑 紋 に な っ てい るの を f l o a t i n g ，糸 状 のを生じたり，上塗りとの付着性を低下させる。

- 33 -

日本塗装技術協会

いわし油 → 魚油

この試験器は印刷機上と同じような条件下で測定できるように工夫されている点に特長があり，印刷インキの陰イオン重合 → アニオン重合

品質管理計として広く使用されている。

引火点
flash point
可燃性蒸気を発生する液体または固体と空気との系に
お い て ，気 相 部 に 火 源 が ふ れ たと き ，燃 焼 が お こ るの に必要な最低の液体または固体温度を引火点という。引火
点 で 燃 焼 し て い る 可 燃 物 （ 液 体 ま た は 固 体 ） か ら火 源 を除くと，燃焼は中止する。
引火点を測定するにはタグ密閉式試験器（JIS K 253
9），クリーブランド解放式試験器（JISK2274），エー
ベル・ペンスキー密閉式試験器（ JIS K 2253）およびペンスキー・マルテンス密閉式試験器（JISK2265）などがある。

インシュレーション用塗料 → 絶縁塗料

引火点はガソリン－45°C，アセトン－18.7°C，べンゼ
ン－11.1°C，トルエン 4.4°C，灯油約 50°C などである。

イ ン ダ ン ス レ ン ブ ル― ( イ ン ダ ン ス ロ ン ブ ル ー )→ アンスラキノン系顔料

陰極電解脱脂アルカリ脱脂液の中で金属素地を電解すると，陰極にインヒビターは水素ガスが発生し，陽極には酸素ガスが発生する。

inhibitor
抑制剤のことで，酢洗いの時に添加して用いられる。

この水素ガスの発生は金属表面に物理的に作用して，一般に酸洗いには塩酸や硫酸などが用いられるが，塩油脂や汚れを短時間で除く効果がある。
しかし高炭素鋼の場合には，発生した水素が鋼の組織

酸は酸化物を溶解する力が大きく，鉄素地をも溶解すの中に吸ぞうされて，水素ぜい性を起こしてもろくなる。また硫酸では水素ガスの発生による物理的な力が大る。

き い が ，発 生 し た水 素 ガ スか 鉄 鋼 に 吸 ぞ うさ れ や す い 。

一般に非鉄金属素地に使用することが多い。

これらの欠点を抑制するために用いるもので，
①

陰極防食法

酸の除錆力を弱めることなく，鉄索地と酸との反応をおさえ，仕上り面を均一にする。
②

cathodic protection method

水素の発生をおさえてスマットを作らない。

一般に電気防食去とよばれているものである。

などの効果がある。酸の種類によって無機性と有機性.の鉄鋼材を海水中や土壌の中に設置する場合に，これらもの か 使 用 さ れ るが ，多 く入 れ すぎ ると 酸洗 の 速 度が 遅に含まれる水分は電解質となっ ているために，鉄鋼 の表

くなり，水洗しても残ってしまって塗装にわるい影響を面に局部電池か形成され，はなはだしく腐食される。

及ぼすことがある。

こ の 腐 食 を 防 止 す る ため に 鉄 鋼 材 に 弱 い 陰 極 電 位 を 通
じると効果的に腐食が防止されるのである。

インピーダンス試験器（塗膜劣化試験器）
塗膜の劣化度を測定する試験器。

インコメーター

浸漬試験の結果判定を調べるのに，塗膜のインピーダ

inkometer

ンスを測定し，その周波数特性から判断する方法であ

印刷インキのタッキネス（急速な液面膜の分裂に必要る。

な全エネルギー）を測定する試験器。

測定装置は，低周波数発振装置（通常は 0.2～10Kc/

R . F. R e e d に よ っ て 考 案 さ れ た も の で ， 印 刷 機 の ロ ー

sec の間が用いられる），インピーダンスブリッジ，増

ラー面上の印刷インキ皮膜が，ローラー間で分裂する際

幅器，平衡検出用オシロスコープなどからなっているの力によって生ずるトルクをタッキネスとして表わし，が ，現場用には オシロ スコープを除い た物が使用さ れてその値をインコメーター値とよぶ。

いる。判定は次式の tanδが 0.2 以下（測定周波数 1.0- 34 -

日本塗装技術協会

Kc/sec）なら合格（国鉄規格）とされている。
tandδ = 2π 𝑓𝐶𝑅
C:節電容量値
f :周波数
R:交流抵抗値

隠ぺい率
隠ぺい率は，塗膜か下地の色をおおい隠す性能を，黒
地の上と白地の上とに塗って作った塗膜の散乱反射率の比で表わされる。
J I S K 5 4 0 0 で は ，隠 ぺ い 率 試 験 紙 * の 裏 側 の 周 辺 を
両面粘着テープで平らなガラス板の上に張り付けて固定
す る 。 そ の 上 に 塗 料 を 塗 り ， 試 験 紙 を は が して か ら乾 燥
し，重さをはかって，単位面積のあたりの塗布量(ml/dm 2 )隠ぺい力を算出する。

Hiding power

つぎに試験紙の白面と黒面との上の塗膜の 45 度 0 度拡
散反射率をそれぞれはかり，次式によって計算する。

ある厚さの塗膜が被塗面をおおいかくし，素地の色が見えなくなる性能を隠ぺい力という。
隠ぺい力を測定する方法には次の方法がある。

塗料の塗付量か少なくて隠ぺい率が小さい場合，また

1）フンド（Pfund）式クリプトメーター法*

塗付量が多くて，隠ぺい率が小さい場合は，２回の繰り返 し試 験 の 比 例 配 分 に よっ て 規 定 の 塗 付 量 の 場 合 の 隠
ぺい率を計算する。

隠ぺい率試験紙
隠ぺい率*を測定する際に用いる試験紙で，白地と黒地とに塗り分けたものである。
JIS K 5400 では次のように定めている。
隠ぺい卒試験紙は､アート紙(170×114mm ÷2.5m 2 )で
作 り ，短 辺 に 平 行 な 直 線 を 境 と して 白 と 黒 と に ほ ぼ 半 分
づ つに 塗 り 分 け たの ち，試 料 の吸 い 込 み や は じ き を防 ぐ
ための透明塗料を塗って明るさ以外の表面条件を均等に

2) 対照法:隠ぺい力試験紙法したもので，45 度 0 度拡散反射率は，白面で 80±1，黒:拡散反射率法(JIS K 5400)

面では２以下のものとする。

:肉眼判定法(JIS K 5400)
3）Kubeika-Munk の方法
JIS K

54 0 0 で は 肉 眼 判 定 に よ る方 法 を 隠 ぺ い 力 としている。試料と見本品とを別々 のガラス仮（ 200 ×100

- 35 -

日本塗装技術協会

×2 ㎜)の片面に塗り，乾燥する。この試料を白・黒に塗りわけた試験用地板(白と黒とが，45 度 0 度拡散反射率がそれぞれ 80 以上と 2 以下)または隠ぺい率試験紙*の 中 央で 白地と 黒地 を境に して直 角におき ，塗面に 対 して法線の方向から見る。
白地の上と黒地の上との塗膜の明るさの差が大きい方を“隠ぺい力が小さい”とする。

隠ぺい力試験紙
隠ぺい力を測定する際の試験用の地紙。
白 黒の 格子 のある紙を 作り ，その 上に塗 料を 均一に 塗っ て ，下 地 の 見 え な く な る ま で に 要 し た塗 料 の 重 量 を はか り ，単 位 重 量あ たり の 隠 ぺい面 積 を 算 出 す る方 法 で ，隠ぺい力は面積で表す。

隠ぺい力 =

S
M(cm2 /g)

S：隠ぺい紙表面積- 36 -

日本塗装技術協会

平均の紫外線量の計算上から，紫外線カーボン 2 灯式で

ウ

200 時間照射が日光暴露１年に相当する。しかし，実験

ウィス法

デ ータか らは ，試 料 の種 類別 ，試験 の 光源 別に より年 問

wijs method

倍率は異なる。

→ よう素価保守・管理の基準は､「塗料試験設備の基準」（塗料検査協会編 1973 年）に準じて行なうことをすすめる。なおウェーバー数

ウェザオメーターの構造の概略を図２に示す。

weber number→ JIS K 5400，6.16

流体の運動において，慣性力と表面張力の比をウェーバー数という。無次元の数で，一般に Lu 2 ρ/σg で表わされる。(L：長さ，V：菰逮，ρ；密度，σ：表面張力，
g:重力係数)

ウェザオメーター
weather-O-meter
屋外に暴露された塗膜は，太陽光線のエネルギーや冷
暖繰り返しの疲労および雨水の塗膜への浸透などに影響さ れ て ，光 沢の 減 少や 白 亜化 現象 や ふ くれ・ さび の 発 生などの状態を呈し，ついには自然にはく離してゆく。塗膜 がど の くらい の耐 候性 を有 するか は ，塗 装す る場の 環
境によって差があるので，塗装する現場で屋外暴露試験をすれば良いのであるが，暴露に要する時間は数年の長期間を有する。
屋外暴露のうち，太陽光線と雨量および温度・湿度を人工的に集約して塗膜に与え，屋外暴露試験を短縮し予見と比較を持たせるようにしたのがウェザオメーター（促進耐候試験機）である。
ウェザオメーターの光源は，1）紫外線カーボンアーク
灯，2）サンシャインカーボンアーク灯，3）キセノンア

ウェット・オン・ウェット
wet on wet

ーク灯の 3 種があり，その分光エネルギー分布の例は図1 のようである。
試 験機 の 年間 倍率 は紫 外線ア ークと 一定 期間 太陽 光の. 金属塗装における塗装工程の便法のひとつで，一般にツーコート，ワンベークといわれるものと同じである。
通 常 下 塗 り 後 一 回 乾 燥 さ せ ，そ れ か ら上 塗 り を 行 な うのが 本 来 で あ るが ， こ の 乾 燥 過 程 を 省 略 し ，下 塗 り 後 し ば
らく放置（セッティング）して溶剤を輝発させたのち直ちに上塗りを行なうこと，また同じ塗料をこのような方法で塗装する場合をいう。

ウェット・フィルム
wet film
塗装後の未乾燥の塗膜。ドライ・フィルム(乾燥塗膜)に対するもの。

ウェットフィルム・シックネスゲージ
wet film thickness gauge
液状物の厚さを測定する計量器。

- 37 -

日本塗装技術協会

塗料が塗布された液状時の厚さ測定などに使用されで構成され，後者は原液がビニルブチラール・ジンクク

る。

ロメート溶液で，塗装時にりん酸溶液を加えて用いる。普測定方法は針入部位によって測定する方法と，図のよ

通，原液 100 部に硬化液 25 部を混合して塗る。軽金属，

うな変心円形物をころがして測定する方法とがある。

鉄，亜鉛メッキ板のサビ止めプライマーとして用いられ

後 者 は 測 定 後 の 塗 料 の 変 形 が 多 き い ため ，塗 料 製 品 をる 。 い わ ゆ る 素 地 調 製 に 用 い るプ ラ イ マ ーあ るい は プ ラ

直接測定するのにはむいていない。

イマーサーフェサーの代わりにはならない。うすく塗る(10 シクロン以下)ことが大切である。

ウォッチングレッド
watching red
アゾ顔料*の一種。ジアゾ化した 2B 酸(2-クロル-4-アミノトルオール‐5‐スルホン酸)をβ‐オキシフトエ
酸に カップ リン グして CaCl 2 ，MnCl 2 など でレ ーキ化す
る。Ca 塩，Ba 塩，Mn 塩などがあるが最も使用量の多い の は C a 塩 。 比 重 1. 6 ，原 色 で は 耐 候 性 も 比 較 的 よく，さえた赤顔料なのでラッカーや焼付塗料に用いられる。なお，Watchung Red は Du-Pont 社(米国)の商品名であるが，現在では一般化され，JIS K 5219-(1964)
でもウォッチングレッドという名称で規定されている。

ウェットブラスト
wet blast
一名液体ホーニングともいわれ，金属製品の錆落しに用いられる。サンドブラストの欠点である粉じんの飛散を防ぐため考えられたもので，この方法は砂と水を 3:
1 または 4：1 の割合でタンクに入れて圧縮空気で噴出させる。砂は乾式よりいくぶんあらい目のものを使用

浮き → 色むらし，空気圧力は 4～6 ㎏/㎝ 2 ，噴射角度 40～50°くらいで用いる。

浮き色 → 色分かれ防止剤

水を用いた処理面はとくにさびやすくなるので，水には あらか じめ 防錆 用の 薬品 を混入 して用い る。薬品に は無水クローム酸，重クローム酸ソーダ，重クロム酸カリなどの 0.2％水溶液が一般に用いられ，これに第 3 りん

浮きさび
橋りょうなど鉄鋼構造物によくみられる現象で，腐食がかなりすすみ，手で軽くふれたり，研磨すると容易にはがれるさびをいう。

酸を併用して用いる場合もある。

浮き防止剤 → 色分かれ防止剤
ウォッシュコート
wash coat
ビニルブラチ―ルの溶液とジンククロメートを混和したもの に ，り ん酸 な ど を 加 え て 金 属 の 表 面 処 理 と さ び 止

ウグイス色
慣用色名*。1.5GY4.5/3.5，うぐいすの羽のような暗い灰黄緑。同じ色調でさえた色にヒワ色*がある。

めを同時に行なう塗装法をいう。

ウォッシュプライマー→ カナリヤ色

ウグイス茶
慣用色名*。5.0Y4.0/3.5，ウグイス色がかかった茶色のwash primer
ウォッシュコートとして用いるプライマーをさし，エ意。緑みのあるにごった茶色。

ッチングプライマー(etching primer)ともいう。一液性と二液性があり，前者はビニルブチラール -りん酸溶液- 38 -

日本塗装技術協会

うすめ液

ウッドロジン

thinner；reducer

wood rosin

塗装を塗るときにさらに加える塗膜助要素をいい，シ

チップ状にした松の切りかぶを溶剤抽出し，分別蒸留

ンナー*あるいは希釈剤をうすめ液という。溶剤型塗料した もの で あ る 。精 製 条 件 に よ っ て 濃 ，渋 色 の 樹 脂 状 のでは，うすめ液は混合溶剤系で 構成され，水性塗料では固まりができる。一般恒数として酸価 165，軟化点 80°C，水が用いられる。

脂 肪酸 は 0 ％であ る。ウ ッドロ ジン 以外に 製法 の違 いによってガムロジン，トール油ロジンなどがある。グリセ

渦対流

リンで中和し，エステルガム，また石灰で中和して硬化

vortex convection

ロジンなどを作る。ロジン変性アルキド樹脂，ロジン変密度ρと表面張力σの異なる２つの液体が接触してい性フェノール樹脂などの原料として用いられる。

て ，σ 1 >σ 2 ,ρ １ <ρ 2 とい う関係であ ると ，うず 対流がおこる。このような液体の組み合わせを dynactive pair と馬毛よぶ。塗料でも溶剤の蒸発は塗液表面で全く一様ではな

horse hair

いから，上のような条件になって対流がおこることがあ

はけ，筆などの毛の材料の一つ。

る。これが上塗り‐下塗りの逆転現象や，ゆずはだの原
因になることはよく知られている。シリコン油の微量の
添 加 は う ず 対 流 を 停 止 さ せ る 。こ れ は シ リ コン 油 が 塗 液の表面に一種のうすい層を作って，溶剤の蒸発の不均一性をなくすからであろう。

馬毛は主としてペイントはけに用いられている。
馬毛には天尾（あまお）・振毛・胴毛・足毛などがあり，天尾は尾の部分の長い毛をとりさったあとに残る毛で，質がすなおで先がそろいやすく良品である。振毛はたてがみの毛で，先毛は天尾につぎ良いが切毛は劣る。
胴 毛 は 質 が や わ らか く 毛 も短 い の で セ ラ ッ ク用 は け や

渦巻状セル
vortex cell
塗料（揮発性の大きい溶剤を用いたものに著しい）を
乾 燥さ せる過程 で ，塗 面に蜂 の巣 の ような流 動がおき ることがある。原因は渦対流の項で説明したように，密度と表面 張力が d ynact i ve な関係にな るとお こる。こうしてできる構造を vortex cell という。乾燥の過程では渦着 色 は け ・ ペイ ン ト 用 筆 に 用 い る。 足 毛 は ひ ず め の 後 にある毛でさらにやわらかい。

ウラニン
uranine
けい光性の染料であり，黄緑色を示す。有機けい光顔料に用いられるが ，耐熱性 ，耐 候 性，隠 ペい力は無機顔料より劣る。下記のようにフルオレシンのナトリウム塩である。

対流がおきても，後の流動が十分であれば平たんで一様な塗膜になるが，早くから流動性がなくなってしまうと ，セル構 造 が そ の ま ま 残 っ た 塗 膜 に な る。ゆ ず は だはセルの後遺症である。

ウッドシーラーwood sealer
透明仕上げに用いられる木材素材は，いずれも導管を
含 み ，木 口 な ど は きわ め て 多孔質 で あ るため ，こ れ を目漆

止 剤 で 埋 め るの が 普 通で あ る。ウ ッド シーラ ーは 目 止 めJapan（Japanese lacquer）

後の目止め押えである。ニトロセルロ－スラッカー系の

漆は漆料植物中の漆属に属する″うるしのき″の樹液

ウッドシーラーが汎用されている。

を精製して得られるもので，樹からとりたての漆を荒味
漆，これをろ過して不純物をとりさったものを生漆（きウッドフィラーうるし）という。生漆を″くろめ″と称して水分をぬい

wood filler

た飴色の漆を透漆（すきうるし）という。

木材素地の目止めに用いるフィラー(透明性体質顔

これに原料を加えて色漆をつくる。黒漆は透漆に鉄分料)を含んだ目止め用塗料をウッドフィラーという。シ（水酸化鉄，氷酢酸鉄）を１～２％加える。下級品はそオ ジ，サ クラ ，ナラ な どの 木 目の深 い 潤葉 樹 の目 止めにの精製の途中で乾性油（元油，あまに油）樹脂（松脂，

よく用いられる。

合成樹脂）などを加えて加工する。

- 39 -

日本塗装技術協会

日本に昔からある塗料で，明治の終りごろまでは塗り

度 な ど 塗 装 目 的 に 応 じ て 調 整 した も の を 精 製 漆 と い う 。

ものといえば＜漆塗り＞と決っていたぐらいに広く用い

精製漆には JIS で定められた前出の 30 種がある。

られたが，乾燥には特殊な設備がいる。独特のにおいがあ

生 漆 は 下 地 調 合 用 または 摩 き 仕上 用 に ，透 漆 は 春 慶 やる 。 か ぶ れ や す い 。 高 価 で あ る 。な ど の 点 か ら 最 近 で は木地呂塗りなどの木地仕上用および顔料と混ぜ合わせて美術工芸品に類する高級品以外にはあまり用いられな有色塗料に用いられる。

い。

漆はけ
漆波

Japanese lacquer brushJapan liquid

粘稠な漆をうすく平滑にぬり広げるのには，毛質の硬漆液は，漆樹の樹皮に掻傷をつけて滲出する樹液をあい腰の強いものでなければならない。そのため古くより

つ め たも の で ， 漆 液 を 分 泌 す るも の に は 日 本 ， 朝 鮮 ， 中

婦人の梳毛（すきげ）が用いられている。

国に 生育 す る漆樹 とビ ルマ ，ベトナム 地方に 産す る安 南

毛髪の種類によって赤毛と黒毛があり，赤毛の方がよ

漆の原木植樹の２種がある。

い。また用途によっては牛毛と混合したもの，牛毛ばか

漆液の成分は，ウルシオール(漆酸)，水分，ゴム質，りの特殊なものもある。

含 窒 素 分 お よび ご く小 量 の 油 か ら な り ，主 成 分 で あ るウ

形状は，人毛を檜のうすい板で囲み，毛が全面にはいルシオ ー ルの 化 学 式 は C 2 1 H 3 2 O （ 日 本 ・ 中 国 産 )で フ ェっているものを本通し，1/2 だけ入っているものを半通ニール基を有する天然の多価フェノールともいうベきもし，さきだけ（約 1/4 程度だけ）入っているものを山はの で ，フ ェノ ールが乳 化剤 中で 懸濁 化 され た一種 のエ マ

けという。

ルション塗料ともいえる。
性質は耐水，耐酸，耐油，耐溶剤，電気絶縁性などの本通し，半通しものは小刀で切り出して使う。寸法は15，25，30，45，60，75，90mm などがある。

諸点にすぐれている。

漆ぶろ
ウルシオール樹脂塗料
urushiol resin paint
漆液のアルコール可溶性成分をウルシオールといい，
これを主体とした塗材である。多価フェノールの１種
で ，原 産 地 に よっ て ウ ルシオ ールの 構 造 も数 種 類 あ る。
一般に次のような構造をもつ樹脂塗料である。

drying chamber
漆を乾かすために用いられる乾燥設備で，木でできた
戸棚のようなものである。内部に桟を渡し，それに取りはずしできる棚仮を設け，そのうえに，品物をならべて乾かすように考えられている。
使用するときには，内部に撒水し布でふいて湿気をあたえる。形状や大きさはところによってちがうが，通常
風呂棚（３尺×６尺）と手元棚といわれるものとの２種があり，ほかに動力を用いて内部の乾燥棚を回転させる
ように考えられた機械ぶろ（回転ぶろともいう）というのもある。

漆塗料の分類
漆樹より採取したままの原料漆 には，通常 20～40％の水分およびきょう雑物を含んでいる。これらの水分およびきょう雑物をとり除き，乾燥度や肉持ち，光沢，透明

漆ぶろにとって大切なことは，外気の浸入を防ぎ，内部の湿気が外郎に流出しないように工夫することである。通常周囲の板張りには＜相欠き＞または＜さねつぎ＞二重張りにするなどして，すき間のできないようにしたものである。

漆ベラ → 木ベラ

ウルトラマリンブルー
ultramarine blue
群青（ぐんじょう）ともいう。青色の無機顔料。現在
では合成品が大部分だが，昔は海を越えて（ウルトラ・マリン）天然品がヨーロッパ大陸へ輸入されたのでこの- 40 -

日本塗装技術協会

名が付けられた。組成は 2（Na2O・Al2O3・mSiO2）Na2SXく速 乾 性 で あ る反 面 ，湿 気 に よる 影 響 を 受 け や す い 。樹で示される。カオリン（粘土），イオウ，けいそう土，ソ脂の多くは黄変性がある。ポリイソシアネートを用いてーダ灰，還元剤（木炭）などを混合微粉化して焼成（約ウレタン樹脂塗料を作るには，1 液型としてウレタン化

800°C）して作る。色調は SiO 2 の多い程赤味になりまた

油*，湿気乾燥型，焼付け型があり，2 液型としてはい

高温で焼成する程赤味となる。比重 2.3～2.7，粒径 2～

わゆる D/D ラッカー型*がある。
→ 非黄変性ウレタン樹脂塗料

20μ，吸油量 30～40，屈折率 1.50～1.54，耐光性，耐熱性 がす ぐれ ，ま た耐ア ルカリ性が良 いの で水 性塗料に も適している。耐酸性と分散性や着色力の劣るのが欠点でウレタン樹脂塗料

あ るが ， 独 特 の 色 調 が あ り ， 着 色 剤 と し て 用 い る ほ か 白urethane resin paint

塗料（冷蔵庫など）のブルーイング（青味付け，増白効

ウレタン結合（－O－CO－NH－）を塗膜中に形成果）に使用される。

する塗料の総称である。一般に，次の 3 種類が利用され塗料中で沈降しやすい傾向があるので，塗装前に容器ている。

１．２液形ウレタン樹脂塗料の中を十分にかきまぜる必要がある。
な お J l S K 5 11 2 -（ 1 9 6 5 ） （ 群 青 ） に 顔 料 と して 規 定 さいわゆる D/D ラッカーと呼ばれ，イソシアネート

れている。

（-NCO）とアルコール（-OH）との付加反応を利用する。すなわち，NCO 基を多数もつプレポリマーと OH

ウレタン化アルキド

基 を 多 数 もつポ リエ ステ ルを 塗 装 直 前 に 混 合 してウ レ タurethane alkyd

ン 結 合 の 橋かけ に よって塗 膜 を形 成 す る。 NCO プ レ ポ

ウレタン化油，ウラルキッドともいう。油脂にイソシ

リマーにはトルエンヂイソシアネート（ TDI），ヘキサメ

アネート（主としてトリレンジイソシアネート*）を反応

チレンヂイソシアネート（HMDI），イソホロンヂイソシ

させて作った合成乾性油である。油脂としてあまに油，

アネート（IPDI）などがあり，ドイツのバイエル社の大豆油，脱水ひまし油，ひまわり実油などが単独，またDesmodur（デスモヂュール）系は有名である。

は混合して用いられる。これをポリオール類と反応さ2. 湿気硬化形ウレタン樹脂塗料

せ，さらにイソシアネート類と反応させる。油脂の種

たとえば,TDI を２～３価のアルコールでついだプレ類，量によって油状から樹脂状までがあり，ほとんどの

ポリマ－を塗膜形成要素とし，塗装時に NCO 基が空気

有機溶剤に可溶である。構造の末端には遊離のイソシア

中 の 湿 気と 尿素 結合 を つくって反 応 し，網 目構 造 塗膜 を

ネート基はなく，これはほかのポリウレタン樹脂と異な形成する。

る。一般のアルキドよりも乾燥性，耐水性などを含めて

3. 油変性ウレタン樹脂塗料

特徴があり，床仕上用，耐薬品用塗料などの用途が あ

TDI を油または油変性アルキドと反応させたウレタン

る。

化アルキド樹脂塗料をいう。このようなプレポリマー
は，ウレタン結合を含むが遊離 NCO が存在しないからウレタン化油 → ウレタン化アルキド

1 液形として利用できる。

ウレタンサーフェサー

ウレタンパテurethane surfacer

urethane putty

ポリウレタン樹脂と体質顔料で構成された下塗り塗料

白亜，タルク，チタン白などをウレタン樹脂と堅くね

で ，被 塗 材 の 下地 調 整に 用い られ る。ウ レ タン 樹 脂 は硬り合 わ せたもの で ，凹凸 面のあ る素 材を平 坦にす るためくて付着性がよく，上塗りの吸込みをなくする効果があに用いられるパテである。ウレタンサーフェサーと同じる の で ， サ ーフ ェ サ ーに は こ の 特 性 が し ば しば 利 用 さ れ

く上塗りの吸い込みが少ないのか特性である。

る。

ウレタンプライマー
ウレタン樹脂urethane primer

urethane resin

ウレタン樹脂と錆止顔料を含む塗料で，素地面への付ポリイソシアネート*とポリオール*の重付加反応生成

着がよく，プライマーとして用いる。

物である。この樹脂はフォーム，接着剤，繊維，注型レジン，そして塗料として利用される。塗料として付着性

上乾き
塗膜の乾燥過程で内部が未乾燥なのに表面が乾燥したがよく，耐薬品性，電気的性質もすぐれ，耐摩耗性もよ- 41 -

日本塗装技術協会状態をいう。自然乾燥形では塗膜表面の空気の流通が多

つぎのように規定されている。

いとき，焼付乾燥形では焼付炉内の温度が高いなどで溶試験方法 試料と見木品とをその塗料の規格に規定し剤の蒸発が塗膜表面のみ進行した場合，塗料中に乾燥剤た試験仮に 3.5 の方法で塗り，3.5(7)に従って水平に置(特にコバルト系ドライヤー)が過剰に入っていた場合

いて 6.1 の試験と同じ条件で乾燥し保持して試験片とすなどにおきる現象。

る。研摩す ることがその塗 料の規格に定 めてあ る場合に
は ，こ の と き に 研 磨 す る。 つぎ に そ の 塗 料 の 規 格 に 定 め

上塗り漆

た上塗用の塗料を,その塗塗料の規格に従って 3.5 の方法

上塗りに用いる漆で，その仕上げの方法によって二つで塗ってみる。このとき塗り作業に支障がないかどうかに 分け られ る。そのひと つはとぎ出 し 蠟 色（ 研摩 仕上 げ）

を調べ,さらに試験片を水平に置いて 6.1 の試験と同じ条仕上げ用で，もうひとつは塗り立て（花塗りともいい，

件で乾燥し保持したのちに，試験片の周辺の幅約 10mm

塗りっぱなし）仕上げ用である。

を 除い た塗面に ついて ，拡散昼光 の もとで肉 眼で観 察 しとぎだし蠟 色仕上げ用の漆は，製造過程において油をて，はじき・われ・あな・ふくれ・はがれを調べ，つい用いることなく精製するのが原則で，塗り立て用は油をでつやの差違としわの程度とを見本品の場合に対して比混入し，塗ったままで蠟色のような光沢をだすよう考え

べ，さらに指先で触れてみて粘着の程度を調べる。

られているものである。

(注)文中 3.5，3.5(7) 6.1 などはいずれも JIS K

通常，蠟色仕上げ用には梨子地，木地蠟，黒蠟色の３5400 に規定されている方法。

種が，塗り立て用には朱合，春慶，上溜，中溜，並溜など の 透 明 漆 の ほ か に 黒 塗り 立 て漆 と して 上 花 ，中 花 ，並なお，同じ塗料を塗り重ねるときには重ね塗り適合性*という。

花，黒溜，つや無し漆などかある。

上塗り塗料
上塗り対抗性

top coat

ラッカー系のプライマー，パテ，サーフェサーなどの

顔 料 分 の 少 な い 仕 上 げ用 塗 料 を 一 般 に 上 塗 り 塗 料 と い

上にラッカー系白エナメルを塗装した時，塗面にしわ・う。

われ・ふくれ・あななどがないかどうか，見本品,（標準品）に比べてつや（光沢）に差がないかどうか調べる試

運行速度(スプレーガンの)験。

スプレーガンを横方向または縦方行に移動する速度を

JIS K 5535（ラッカープライマー），JIS K 5536（ラ運行速度という。

ッカーパテ），JIS K 5537（ラッカーサーフェサー）な

スプレーガンの塗料噴出量や被塗物の大きさによってどにつぎのような試験方法を規定している。
「試料と見本品とをそれぞれ別の軟鋼仮（約 200×100×1 ㎜）の片面に２回塗り，室内で 1 時間かわかしたの
ち，それぞれラッカー白エナメルを約 30 分間を隔てて２回吹付塗りし，乾燥してから塗膜を調べる｡」
なお，ラッカー系以外の塗膜の試験は,上塗り適合性*という。

上塗り適合性overcoatability
下塗りなどの塗膜の上にほかの塗料を塗り重ねたとき，上塗りに用いた塗料の塗面にはじき・われ・あな・
ふくれ・はがれなどがないかどうか，見本品（標準品）に 比 べ塗 り 作業 性に 差が な いかど うか ，しわ の 程 度お よび粘着の程度に差がないかどうか調べる試験。JIS K
5 6 2 1 (一 般 用 さ び 止 め ペイ ン ト ） J I S K 5 6 2 2 （ 鉛 丹 さび 止め ペイ ント） ，JIS K 5 62 3（亜 酸化 鉛さび 止め ペイント）など下塗り塗料の多くに規定されている。
試験方法は JIS K 5400（塗料一般試験方法）6.11 に変える必要があるが，一般には 30～60cm/sec が適当な速度とされている。
それ以上速いと塗装面は透(す)けになりやすく，吹付
距離も不均一になる。また，塗料の飛散も多く，塗料損
失も大となる。
逆に遅すぎても塗装面に流れやたれを生じるため，適当 な ， し か も 一 定 し た 速 度 で スプ レ ー ガ ン を 運 行 す る ことが塗装面の良否を決める重要な要素の一つである。

雲母(うんも)mica, glimmer
セリサイト(Sericite)に属する粘土鉱物の一種。マイカ，絹雲母とも呼れる。組成は SiO 2 44～53％,Al 2 O 3 32
～39％，K 2 O 6～9％で粒径 20μ以下の平板状の顔料。
塗膜中で薄片状の結晶が平仮状に層を作り，耐湿性，耐水性がよくなるのでサーフェサーやプライマーに用いられ る。また，塗 膜 の き れ つ防 止剤 と して油 性 塗 料や パ テ
な ど に 使 用 さ れ る ほ か ， 沈 降 防 止 剤 ， つ や 消 し剤 と してまた，耐熱塗料用顔料としても利用される。

- 42 -

日本塗装技術協会にサンドペーパーを取り付ける。

エ

使用空気圧力は 4～7kg/cm2 くらいで行ない，動力源が空気であることから水研ぎしても漏電の心配がな

エアーエ具
air tool

く，作業性がよいが欠点としては振動音が高くエアコン
プレッサーが必要になる。

圧縮空気の力を利用して連続的にハンマー動作をさせたり，工具を回転させたり，摺動させたりする工具の総称。機械ケレンに用いるものにはエアタガネ，エアハン
マー，エアグラインダー，エアサンダーなどがある。能率 が よい の で スクレ ーパ ーや ワイ ヤーブラ シに 代 って 広く用いられている。
黒皮など，硬くて厚いさびや隅部などの狭いところのさび取りに効果があるが，索地面をあらくしたりエッジのような各部を丸くしたりする欠点もある。
エアタガネはエアガン，ジェットタガネ，チッピング
ハンマーなどとよばれ，深くくいこんださびを除去するのによい。

エアスプレー
air splay
エアスプレーは塗装方式の中でも古くからあり，いまでもいちばん多く使用されているものである。
液 状 の 塗 料 を 圧 縮 空 気 に よっ て 霧 状 に 噴 出 さ せ塗 装 するもので，当初自動車塗料として出現したラッカーを塗装 す るため に用 い られ たもの であ るが ，現 在で は その ほか合成樹脂塗料においても使用されている。
操作が比較的簡単で作業効率がよく，平滑できれいな塗装面が得られる。
欠点としてはオーバースプレーによる塗料ロスが多く，作 業 環 境 の 保 全 に 塗 装 ブースな ど の 設 備 を 要 す る。

エアハンマーはスケーリングハンマーともいい，先に十字形などの刃具をつけてさびをとる。これをチッピン
グ法ともいう。
エアーグラインダーやエアーサンダーは回転する先にソレノイドと石やサンドペーパーをつけたもので，平面部の研摩などに多く用いられる。

エアゾールラッカー
aerosol lacquer
ラッカーを小缶の中に入れ，上部にフレオンガスを圧入して密閉したものをいう。フレオンガスの一部は，ラッカーの溶剤に溶けた状態になる。次いで缶の頭に吹付用の小型のガンをつけ，手動によって孔を開くとフレオ

エアコンプレッサー
air compressor
空気の体積を変化させることにより，大気圧から高圧

ンガスの圧力で霧状にとび，スブレーガンと同じように吹 付塗りができ るもの である。家庭 用の カベ塗料や 自動車の一部補修塗りなどに広く用いられる。

に圧縮するもので，一般に吐出圧力が 1kg/cm 2 以下のものを送風機といい，1 ㎏/cm2 以上のものをコンプレッサーと呼んでいる。
種類としては羽根車による遠心力または翼の揚力を利用して，気体に速度と圧力を与えて圧縮する ターボ形と，シリンダ内に送り込まれた空気をピストンまたは回転翼などにより体積を減少させて圧縮する容積形とがあ

エアダスター
air duster
圧縮空気を噴射させて，ゴミなどを吹き飛ぱすのに使
用 す るもの で ，塗 装 前の ホコリ払い ，工 作機 械 の切 粉 除去，およびあらゆる個所のゴミ・ホコリ払いなどに使用される。

る。

構造的には簡単で，引金を塗装用として使用するものは使用空気量や圧力からみ引くと空気バルブが開き圧縮空で容積形の往復式がほとんどである。

気が口径１ｍｍくらいの空電動機またはエンジンによる回転運動をクランク軸に気ノズルから噴射するようにな

より往復運動に変換させ，クランク軸に連結したピストっている。

ンにより圧縮する方法で，圧縮機本体，空気タンク，圧力制御機器から構成されている。
エアサンダー
air sander
被塗物の素地や塗装面を機械的に研摩するもので，動カ源には圧縮空気を使用している。
底部のゴム板が前後運動または円運動を行ない，これ- 43 -

日本塗装技術協会

エアブロー

により調節する。なお、ノズルチップは比較的効果なもair blowの で あ り 、最 初 か ら 仕 様 に あ った もの を 選 定 す る必 要 が塗装の全処理工程の最終などで、湯洗または水洗いをある。

した後そのまま乾燥させると水滴のあとが残り、その後の塗装にも悪影響をおよぼすため、圧縮空気を吹き付け曳糸性て被塗物についている水滴を除去するものである。

spinnability
液中に棒か箸の端をつけて、それをひきあげると水やエアレススプレー

油 で は 糸 に な らず に 滴 に な るが 、ト ロ ロ や 卵 白 で は 長 いairless splay

糸をひく。これが曳糸性である。粘度が高いと糸をひく

エアスプレーと同様に、塗料を霧状にして噴射するもこ と があ るが 、む しろ 低 粘度 で も弾 性 を 示 す 粘 弾 性 液体のである。

の方がよく糸をひく。塗料をスプレーする場合でも、たた だし 、エ ア ースプ レ ー は 圧 縮 空 気 を 用 い て 塗 料 を 微

とえばフォードカップで同じ秒数に調整しておいても、

粒 子 す るの に 対 し 、エ ア レ ス スプ レ ーは 塗 料 を ポ ン プ にビ ヒ クル の 分 子 量 が 大 き い も の は 糸 を ひ き や す い 、こ れより高圧(80 ㎏/㎝ 2 〜 150 ㎏/cm 2 )にして小さな穴からは ポ リマ ー分 子 のか らみ あいによって 、塗 液に弾 性が 出噴出させることにより微粒化させるものであり、塗料のてくるからである。

飛 散 が 少 な く 、塗 料 の ロ ス、 環 境 衛 生 の 面 で もエ ア ス プ
レ ー に 比 べ よ い 。

HLB

また、比較的高粘度の塗料も微小化でき、噴出量も多Hydrophile-lipopphile balance

い こ と か ら建 築 塗 料 や 鉛 船 ・ 鉄 骨 な ど の 塗 料 に 広 く使 用

界面活性剤は 1 分子の中に親水部分と親油部分の両方されている。

を もっ て い る 。こ の 親 水 性 と 新 油 性 の 割 合 を 示 す もの がHLB 値である。HLB の小さいものは親水性、大きい

エアレス塗料機

ものは新油性である。

airless splay equipment

HLB

主要用途

エアレススプレーするために用いる機械で、塗料を高

1.5〜3

消泡剤

圧 に す る ポ ン プ 、高 圧 用 の 塗 料 ホ ー ス 、 エ ア レ ス ガ ン 、

4〜6

W/O 系乳化剤

お よび塗 料の 噴 出口 であ るノ ズルチ ップ から構成 され て

7〜9

温潤剤

いる。

8〜12

O/W 型乳化剤

ポンプにはエアー式、油圧式、電動式があるが、一般

13〜15

洗浄剤

には エアー式が多い 。この 場合 、塗 料を 微小化す るのに

15〜18

可溶化剤

は圧縮空気は不要だが、ポンプを動かすために必要にな

合成樹脂エマルション塗料での顔料の分散に用いる界ってくる。電動式のものは圧縮空気を全く必要としない

面 活性剤 で も、 HLB が 顔料 の界面 化学的 な性質と 最 もため 出 張 塗 料 な ど 運 搬 に 便 利 であ り 、ま た、音 も非 常 によくマッチしたとき、最大の分散効果を発揮する。たと静かである。

えば、 フタロシアニングリーン

12〜14

フタロシアニンブルー

14〜16

キナクリドンレッド

12〜14

ベンガラ

13〜15

ルチル形酸化チタン

17〜20

エアレスガンには塗料噴出量の調節装置やパターン開きの調節装置がないため、ノズルチップを交換すること

黄色酸化鉄

20 以上

クロム黄

18〜20

など

ASTM カップ
ASTM-consistency cup
コンシステンシィ測定用のカップ。
一定容量のカップ内の試料を、規定の大きさの穴から流下させて流出し終るまでの時間で表す。
操作が簡便であるため作業現場にも広く用いられ、またこの方式の粘度計は種類も非常に多いがフォードカ- 44 -

日本塗装技術協会

ップ＊ともに ASTM カップが普通採用されている。

帯青赤色結晶または褐色粉末で，水に容易に溶ける。

A ST M カップの 特徴 は ，低粘度塗 料 の場 合に特に 利点エ タノ ールに も溶 け るが エ ーテ ルに は 不 溶 。濃 厚な 水 溶がある。

液は褐赤色をしているが，希薄な水溶液は黄赤色であASTM カップは内径 1 /8，高さ 3311/16 の平底円筒

り，緑色ケイ光を発する。

形で，オリフ ィス内 径は 0.0 7～ 0.25 インチの各 種がある。
粘度の算出は次式によっておこなう。

液管理

エーテル・アルコール系溶剤

金属材料の化成処理に用いる処理液や電着塗料の濃度

アルコール・エーテル系溶剤

な ど を 管 理 す るこ と で ，作 業 条 件 を 常 に 一 定 に 保 ち， 品
質を均一にするために必要なことである。

エーテル系溶剤

液管理には処理液の温度管理と濃度管理があり，濃度

ethers; ether solvents
エチルエーテル ＊ (C 2 H 5 OC2H5)， ″セロソルプ ＊ ″(CH 2 0

分析から処理液の建浴や補給が行なわれる。
化成処理の濃度管理は脱脂液のアルカリ度，除錆液の＊HCH 2 OC 2 H 5 )，メチル″セロソルブ″ (CH 2 0HC 2 0CH 3 )，″ カルピ ト ール ″ (C 2 H 5 0 C H 2 C H 2 0 CH 2 CH 2 O H )，ジオ キ
サン

な ど ，一般 式 R-O -R′と してpH，酸濃度，鉄分，化成液の全酸度，遊離酸度，促進度
な どか主 な ものであ る。処 理剤にょ って 管理方 法か多 少示される一つの酸素原子に二つの炭化水素基が結合した

異 な るが ，分析 法として滴 定による容 量分析か 用い られ

化 合 物 。ア ルコー ルに 比 べ 沸 点 が か な り 低 く，揮 発 畦 がる。電着塗料においては不揮発分，アミン量，陽イオン

大 で あ り ，水 に 対 す る 溶 解 度 が 低 い 。 セロ ソ ル ブや カ ル

成分 ，顔 料組成 ，樹脂 組成 ，溶剤組 成， p H，液比抵 抗 ，

ビト－ルはエーテル基(－O－)と水酸基(－OH)を

液粘度，沈降性，液の安定性などが管理対象となる。

＊

最近では連続自動式の液管理装置が開発され，薬剤の持つので，アルコール・エーテル糸溶剤 と呼ぼれることもある。

自動補給がなされている。

エ一ベルペンスキー密閉式試験器

エキステンダー

Abel-Pensky closed cup tester

extender

塗料や溶剤の引火点 ＊ 測定器。試験方法としてかつて

塗料の単価を下げたり，塗料の性質を変えるために加JISK2253 (エ－ベルペンスキー引火点試験方法 )やえる増量剤，顔料の場合には体質顔料＊を指す。

JISK2801(石油類試験用エーベルペンスキー引火点試験 機 ) に 規 定 さ れ て い たが ，タ グ 密 閉 式 ＊ と ほ ぽ 同 じ な

液体ホーニング

ので現在ではいずれも廃止されている。
灯油や塗料周各種溶剤など引火点 20～50°C の軽貿石油

湿式のブラストのことで，ベーパーブラストともいわ
れ る。＃ 8 0 ~＃ 5 0 0 くらいの 微細 な けい石 や ガラ スビ ー

製品測定用で，ASTM＊では D56-(1964)に規定されて

ズ な どを 水と 混ぜ て泥 状に し，これ を 高圧 空気 で品 物にいる。

吹 き 付 け るも の で ，精 密 で 美 しい 梨 地 仕 上 げが で き る 。

なお，50°C 以上の引火点の測定はペンスキーマルテソノ老閉式試験器やクリーブラソド開放式試験器用いこれる。

水にはりん酸塩そのほかの適当な防錆剤や脱脂剤を入れて 処理後 のさび 発生 を防 ぐが ，鉄 鋼材 より も黄銅 やア ル
ミニウム材に用いられることか多い。
設 備 と し て は 自 動 式 お よ び 手 動 式 の もの が あ り ， キ ャ

エオシン
eosine酸 性 染 料 ， あ るい は 分 析 用 試 薬 と し て 使 用 さ れ る 。 フルオレセインを水またはエチルアルコール中でテトラブ

ビ ネ ット の 中 で 操 作 さ れ る 。 研 摩 材 の 粒 度 が 小 さ い の で研摩 速度は遅 く，処理後の 水洗いを 完全にしないと処理水が残ってふくれなどの不良原因となる。
液体ホーニングとは，発明者の H.Eppler によって名ロム化し次いでナトリウム塩として作る。

- 45 -

日本塗装技術協会

付けられた呼称である。

別に N/2 アルコール性水酸化カリウム液 25ml をとって空試験をし，これに要した N/2 塩酸液の滴下 ml 数を

液底休

H2 とし，次式でエステル価を算出する。

residue
低分子化合物では，一般にその溶液には飽和濃度があっ て ，そ れ 以 上 に 溶 質 を 加 え て も溶 解 しな い 。高 分 子 の溶液では飽和濃度はないが，溶剤の溶解力が低いときは2 層 に分 れて 希薄 な 上澄 液と ，ポ リマ ーに 溶剤が とけ こん だ 形 の 液 底 体 と に な るこ と が あ る 。ア ル キド 樹 脂 の 脂
肪族炭化水素溶剤による溶液などは典型的な貧溶媒溶液
で あ る か ら ， 5 0 % く ら い の 実 用 濃 度 で は 均 一 で あ るが ，
うすめるとある臨界濃度以下では 2 層になる。

エステル

エステル化油esterification oil

ester

乾性油脂肪酸をペンタエリスリトール，トリメチロ－

酸 と ア ルコールとか ら水 を 分 離 して 生 成 す る化 合物 また理 論 上 こ れ に 相 当 す る構 造 を もつ化 合 物 を い う。 たとえば，カルボン酸 R′COOH のエステルは R′COOR 硝酸
H N O 3 の エ ス テ ル は R N O 3 で あ る 。硫 酸 H 2 S 0 4 で はR 2 SO 4 (中性 )，RHSO 4 (酸 性) とがある。 2 価以上 のア
ルコー ルに は ，中 性 エ ステ ル，ア ルコー ル性 エ ステ ルがルプロパンなどのグリセリン以外の多価アルコールで，エ ステ ル化 し た油 で もと の 油 の あ まに 油 ，脱 水 ひ まし 油などにくらべて乾燥が早く，黄変も少なく耐水性，硬度なども向上する。たとえば大豆油 のエステル化油 は塗料に した場合にあ まに 油 桐当 の乾燥 性 な どを 示 し，黄変 もあ る。塗料 用溶 剤と して のエ ステル類 は 低級 ア ルコール少ない。油性ペイント，アルキド樹脂の変性油として用と 低 級有 機 酸と のエ ステ ル反 応で 作 る。こ の エ ステ ルは

い られ る 。な お ，エ ポ キ シ樹 脂 も一 種 の 多 価 ア ルコ ー ル

一般に芳香があ る。脂肪酸と多価ア ルコール類とのエス成 分 で あ ると見 ると ，エ ポ キシ樹脂 脂 肪 酸 エ ステ ルも広テルは，グリセライドとして油脂中に多く含まれる。塗い意味のエステル化油と考えられる。

料 工 業 は 多 くの エ ステ ル類 を 利 用 して い る工 業 と もい え

エステルガムる。

ester gum

エステル価

ロ ジン と多 価 ア ルコールの エ ステ ル化 反 応 に よってでester value

きるロジン多価アルコールエステルであり，アルコール

油脂またはろう 1g に禽まれているエステルをけん化の 種 類 に よ って い ろ い ろ の も の が 考 慮 さ れ る 。 一 般 の ロ

するのに必要な水酸化カリウムのミリグラム数。ただ

ジン以外に，水素添加したもの，重合したロジンを用いし，遊離 脂肪酸 を含む場 合は ，け ん化 価とエステ ル価 はたエステル化物は融点に差はあるが，アルコールには不一致せず，けん化価と酸価との差に等しい。

溶である。乾燥促進，硬度付与，付着性向上の作用があ

エステル価とけん化価か ら中性脂肪 の含有量 を知 るこ〔規格〕 JISK5903 (塗料用エステルガム)とができ，エステル価からグリセリンの量を知ることができる。
中性脂肪=100×エステル価/けん化価
グリセリンの量=0.0547×エステル価
エステル価の測定方法は次のとおり。
N ﾉ 2 アルコール性水酸化カリウム波 25ml を三角フラスコにとる｡別に試料約 1g をは かりびんで正確にとり，せんをしたままフラスコ内におとす。次いで振り動かしてはかりびんのせんをはずし，還流冷却器をつけ 80°C 士
2°C の水浴中で 20 分加熱し，のち冷却してフェノールフ
タレイン溶液(1%)を指示薬として N/2 塩酸波で滴定し，その滴下数 ml を H1 とする。

- 46 -

日本塗装技術協会

り，ラッカーとかスパーワごスなど＊に利用される。なエチルアルコール → エタノール

お，JISK5903 には，表のごとく規定されている。

エチルカルビトール → カルビトール
エステル系溶剤
esters ； ester solvents

エチルシリコン

酢酸エチル ＊ (CH 3 COOC 2 H 5 )，酢酸ブチル ＊ (CH 3 COO

ethyl silicone＊

C4 H9 )，″セロソルブ″アセテート (CH3 COOCH2 CH 2OC2

エチルシリコン樹脂は，エチルシリコンの酸化物のポ

H 5 )，メチル″セロソルプ″アセテート ＊ (CH 3 COOCH 2 C

リマーである。ジエチルジクロロシランまたはジエチル

H 2 OCH 3 )，″カルビトール″アセテード ＊ (CH 3 COOCH 2 C

ジア ルキルオキシシラン の加 水分 解に よって 作 る。エチ

H 2 OCH 2 CH 2 OC 2 H 5 など一般式 RCOOR′で示される溶ル基 C2H5 と Si の比は 0.5 から 1.5 である。熱的にまた剤 の 総 称 。酸 に ア ルコー ルを 反 応 さ せて 作 る。エ ス テ ル

化学的に安定であり，絶縁用に また耐熱塗料 用として利臭と呼ばれる一種独得の芳香かあり，低分子量のものは用される。構造を以下に示す。

ラッカーの真溶剤に，分子量の高いものは樹脂 の溶剤であるとともに可塑剤として利用される。

エステル交換反応
ester interchange
エ ステ ル RCO O R ′ に 適 当 な 条 件 で ，ア ルコ ー ルまたカルボン酸を作用させるとエステルのアルコキシ ル基
OR′またアシル基 RCO は作用させたアルコールＲ″ＯＨ

エチル正ブチルケトン

ま たは カルボ ン 酸 R′ ″ CO O H の 基 と 交 換 して 新 たな エ

ethyl n-butyl ketone

ステル RCOOR″，R′″COOR′を生ずる。この際に硫酸，

高沸点溶剤としてニトロセルロースラッカーやビニ ル

か 性 ソーダな ど を 触 媒 と して 用 い る。各 エ ステ ル分 子 内

樹 脂塗料 ，エ ポ キシ樹 脂塗料 ，ア クリル樹脂塗 料な どのの脂肪酸基をほかのエステル分子に入れかえる反応であ

溶剤，オルガノゾル０分散剤として使用。アルコール，

り，アルキド樹脂合成の場合にモノグリセライド法はこエ ーテ ルに 溶 け ，水 に 不 溶 。毒 性 は メ チ ルイ ソ ブチ ル ケの 方 法 を 利 用 し た も の で ， 油 と 多 価 ア ル コ ー ルと を エ ス

トン(有機溶剤中毒予防規則で第 2 種溶剤)に似ている。

C2H5COC4H9テル交換してグリセライド混合物を作り，さらに多塩基酸あるいは必要に応じて多価アルコールを 加えてエステ
ル化する方法である。合成樹脂の製造に大切な反応であ
る。

エタノール
ethanol， ethyl alcohol

C2H50Hエチルセルロース

アルコール系溶剤。糖類からの発酵法または石油化学

ethyl celluloseに よ るエ チ レ ン お よ び ブ チ レ ン か ら の 合 成 法 に より 緊 造

白色粒状，無味，無臭であり，比重 1.14，軟化点 140

す る 。無 色 透 明 ，揮 発 性 ，引 火 性 ， 吸 温 性 の 液 体 で ，エ~190°C であり，脂肪族炭化水素，多価アルコ一ルに不－テルに似た芳香があり，温和な焼く ような味がある。

溶であるが，ほかの溶剤には可溶である。リン ター，パ

メタノールなどを配合して工業用アルコ一ル＊とし，

ルプ な ど の セルロ ースを か 性 ソ ーダ液 に 混 合 し，ア ルカ

セラックワニス＊，遠乾ワニス，ブチラール樹脂，エチ

リセルロ － スに変 え ，加湿 下 で塩 化 エチ ルと 反 応さ せてルセルロ－ズなどの溶剤に用いる。

製 造 す る 。 水 ，か 性 ソ ー ダ ， セ ルロ － ス の 量 を 調 整 してエチル化度を調節する。ほかのセルロース誘導体に比べて柔軟性があり，樹脂，可塑剤などと相容性が よく，ホットメルト塗料，ストリッパブルペイント，ゲルラッカ
ーなどの基本ビヒクルである。

エチルセルロースラッカー
ethyl cellulose lacquer- 47 -

日本塗装技術協会

エチルセルロースを主成分としたラッカーである。成性質を持ち，塗料用としてはラッカーシンナー，リター

分のエチルセルロースは，溶解性，相溶性か広範囲にわ

ダー(シンナー)，ビニル樹脂塗料焼付型アミノアルキド

たり ，柔 軟 性 ，じ ん性 に富 み ，感湿 性 が鈍 く，難 燃 性 ，樹 脂塗 料 ，ア クリル樹 脂塗料 など 広範 囲に溶 剤と して 用

耐光性など特性をもつので，種々の樹脂，可塑剤と混用いられている。水，アルコール，アセトン，エーテル，

して，特殊容器塗料，印刷イン キ，ペーパーコーティン

エステルに可溶。

グ，ストリッパブルコーティングなどに用いられる。

エチルビニルエーテル

沸

点134.8°C

融

点

－70°C

比

宣

0.9311 (液体 20°/20°C)

CH2=CHOC2H5

屈 折 率

1.4075(20°C)

無色の麻酔性，司燃性の液体で，多くの有機溶媒に可

引 火 点

45°C で(密閉)，59°C で(開放)ethyl vinyl ether

溶である。

爆発限界(vol%)水にわずかに溶ける。沸点 35.5°C，比重 0.754 でアル1.8(下限，140°C)14(上限，150°C)

許容濃度(空気中) 200PPM

カリ触媒の存在下でアルコールにアセチレンガスを吹き

消防法では第４類第３石油類に属する。

こ んで 作る。ビニ ル，アクリルなどと共 重合 さ せて物 性

なお JIS はないが ASTM では D331-56 に規定されを改良させたり，アルキド樹脂の変性にも利用される。

ている。

エチルヘキシルアルコール → オクチルアルコール

エチレングリコールモノブチルエーテル
ethylene glycol monobutyl ether

H9C40C2H40H

エチレン

商品名ブチルセロソルブ(butyl cellosolve)または ブ

ethylene

チルオキシトールともいう。エチレングリコールモノエ

CH2=CH2

オレフィン系炭化水素の最も簡単なもので，かすかにチ ルエ － テ ルと ほぼ 同 じ 性 質 を持 つ。セロ ソルブに 比 べ

甘い臭のある無色の気体で，比重は 0.985(空気=1)でて低揮発性 (酢酸ブチル 100 として揮発比 6) で，高沸水に対してはとけにくく，アルコールにはわず かに溶け点であるので自然乾燥型塗料ではリクーダー，焼付型塗る。石 油分 解ガ スと して 容易に得られ ，ま たエ タン ，プ

料では高温焼付用のわき ＊ (発泡)防止用シンナーに用いロバンなどをクラッキングしたものを精留して作る。

られる。ニトロセルロース，セラック，エステルガムな重合してポリエチレンとなる。エチレン オキサイド，

どは溶解するが，酢酸繊維素は溶解しない。

エチレゾグリコール，スチレンなどの製造に大量に利用

沸点

171.2°C

され，石油化学工業の重要な基礎原料である。

比重0.9019 (20/20°C)(760mmHg)

屈 折 率1.4193 (20°C)

引 火 点

61°C (密閉)，74°C (開放)HOCH2CH2OH

爆発限界(vol%)1.1(下限,170°C で)10.6(上限,180°C)

最も簡単な二価アルコールで，単にグリコールともい

許容濃度(空気中)

200PPM

エチレングリコール
ethylene glycol

う。無色粘稠な液体で，沸点は 197.5°C で水，アルコー
ルに溶ける。エチレンに次亜塩素酸を付加して生成する

エチレングリコールモノメチルエーテル

エチ レン クロ ルヒド リンをア ルカリで 加水 分解 して 製造

ethylene glycol monomethyl ether
CH3OCH2CH2OHする。アルキド樹脂製造の際の多価アルコールとして，また，溶解性向上剤，分子量調節剤，内部可塑性付与剤

商 品 名 メチ ルセロ ソルブ (m et hyl c el l os ol ve )。沸 点

な どと して 利用で きる。グ リコールを エーテ ル化 したセ

122~126°C， 比重 0.966(20/20°C)，引火点 32°C。温和

ロソルブは高沸点溶剤として利用される。また，エマルな香りの無色の液体で，ラッカーやアクリル樹脂・ビニ

ション塗料の凍結防止剤としても用いられる。

ル樹脂塗料の溶剤として用いられるが，蒸発速度が大きい(旱い)ため，シンナー中に多量に用いるとブラッシ

エチレングリコールモノエチルエーテル
ethylene glycol monoethyl ether

ング(白化)を起こしやすい。

C2H5OCH2CH2OH

商品名でセロソルブ (Cellos ol ve )または オキシトー

エチレン酢ビエマルション

ルともいう。エーテル系(アルコール・エーテル系)溶ethylene vinyl acetate emulsion剤。無色透明で中程度の揮発性 (酢酸ブチル 100 としてエチレンと酢酸ビニルは共重しやすく，酢酸ビニ ルの揮発比 32)がある。アルコールおよびエーテルの一般的含有量が 70~95%の場合に分子量の高い共重合体を作り- 48 -

日本塗装技術協会

やすい。ポリエチレンのもつ柔軟性，耐 けん化性，耐侯

使 用 しない か ，または使 用 して もき わめ て 少量 な の で大性と酢酸ビニルによる極性物質への親和性を共有してお気汚染防止策として将来の無公害塗料への一ステップでり，酢酸ビニルエマルションに比して耐水，耐アルカ リ

ある軽公害化塗料として最近注目されている。

性良好で，アクリル共重合エマルションに匹敵する性質をもつ。

NBS 単位
NBS unit

エチレンジアミン
ethylene diamine

米国の NationaI Bureau of Standards (国家標準規H2NCH2CH2NH2エポキシ樹脂塗料の脂肪族系の常温硬化剤。強いアン
モニア様臭のあるアルカリ性の粘稠な無色の液体 。沸点格局) の規定した色差の単位。この値は JISZ8721 で決められている CIE 表色方法から導くことができる。
NBS 単位は Hunter が提案した次の式から計算する。

11 6 ~ 11 7 °C。エ マルショ ン塗料の 安 定剤と して も使 用される。
皮膚に対する炎傷作用か強いので，取り扱いには注意

ここでする必要がある。
そのほかのアミン系硬化剤にはジエチレントリアミン(H 2 NCH 2 CH 2 NHCH 2 CH 2 NH 2 )， トリエチレンテトラミン(H 2 N(CH 2 CH 2 NH) 2 CH 2 CH 2 NH 2 )，モノエ タールアミ ン(HOCH2CH2NH2) などがある。

K は測定す る塗 板の光 沢度によって無光 沢は K =0 ，
半光沢は K=0.010，光沢は K=0.025 の値を入れる。

エッチングプライマー → ウオッシュブライマー
エナメル
enamel顔 料 を 含 む 塗 料 の 総 称 。 (エ ナ メ ルペイ ン ト の 略 称 )本なお，この式のほかに Lab 表色糸 ＊や U＊V＊W ＊表色系などに基いた色差式からも NBS 単位に近似した値が計算できるよう工夫されており，しかも計算が簡単なために広く使用されており ，一般に NBS 単位と称している。

来はほうろうや七宝焼など硬くて光沢のあ るやきものをしか し本 来の NBS 単 位でな く，多少 数値が 異な るの で呼 ん だ 。 こ れ か ら 転 じ て 硬 くて 光 沢 の あ る 着 色 塗 料 を エ

区別して表示することが必要であろう。
NBS 単位と色差の関係は大体次のようになる。

ナメルと呼ぶ。JIS でもラッカーエナメル (K5532)，
フェノール樹脂エナメル (K5571)，塩化ビニル樹脂エナ
メル(K5582)， 焼付フタル酸樹脂エナメル(K5617)，模エナメル(K5618)， カシュ一樹脂エナメル(K5642)，
アミノアルキド樹脂エナメル (K5652) など広範囲に用いられ，また，つや無フタル酸樹脂エナメル (K5573)
な ど 無光 沢 の塗 料に もエナ メ ルと い う用 語が使 用さ れ ている。

NAD 塗料エネルギー弾性Non Aqueous Dispersion paintenergy elasticity

非 水 性 分 散 形 塗 料 の 略 。水 以 外 の 溶 媒 (分 散 媒 )中 に物 体 を 変 形 さ せたと き の 応 力 と 温 度 の 関 係 を み ると ，

ポリマ一粒子(1 ミクロン以下の)を高分子分散安定剤(1)で分散，懸濁させたものである。ポリマーは通常アクリ
ル樹 脂 で ， 主 と して 自 動 車 用 メタリックエ ナ メ ルを 対 象に開発研究が行なわれている。
塗料の粘度が低いために希釈用の溶剤量を少なくする
こ と が で き ，一 回 の 塗 装 で 膜 厚の 高 い 塗 膜 が 得 られ る。
塗 料 中 の 溶 剤 量 か 少 な く (高 不 揮 発 分 で ) 塗 料 の だ れや吹付塗装時のはねかえりが少ない性質を持っているの

温 度 に よって ほと んど 変 化 しない か ，あ るい は 温 度が上ると応力が小さくなる場合(2)

応力が絶対温度に比例して大きくなる場合と が あ る 。前 者 の 場 合 を エ ネ ルギ ー弾 性 と い い ，エ ネ ル
ギー弾性では応力は構成分子がもとの安定な平衡位置からず れ るため に おこ る。原 子 の 結合 角 や ，原 子 間 隔 など
原子問ポテンシャルの変化による。熟力学的に表現すれで，塗装作業性がよくまた，溶剤は脂肪族炭化水素が主

ば ，変 形 したとき 内部 エネ ルギーの 変 化 す るものが エ ネ

体 で あ り ，芳 香 族 炭 化 水 素 や ケト ン の ような 極 性 溶 剤 を

ルギー弾性で，エントロピーが変化するものがエントロ- 49 -

日本塗装技術協会

ピー弾性＊である。

えの油
perilla oil
えごま油，え油ともいう。粗製品は赤かっ色で濁りはあるが，精製したものは清澄である。水，アルコールに不溶で，エ－テル，ケトン，炭化水素に溶ける。植物油の 中 で 最 も よう 素 価 が 高 く ，乾 燥 性 が よい 。塗 膜 は 耐 水性，耐アルカリ性，光沢はよいがやけがはげしい。えご
まの実を圧搾して作る。アルカリ洗浄によって精製する。ボイル油，ペイントのビヒクルとして用いられる。
精製油は比重 (25/25°C) 0.928～0.933，屈折率(25°C)
1.480～1.482，酸価 1.0 以下，けん化価 189～195

よう

F.R.P
Fiberglass Reinforced PIastics の略。強化プラスチ

素価 192 以上，不けん化物 1.5%以下 (日本農林規格)ックスと 呼び 不飽 和 ポ リエ ステ ル樹 脂に ガ ラス繊 維を 併

エビ茶用して機械的強度 (耐衝撃性) を高めてある。自動車，＊

慣用色名 。8.5R3.0/4.5，葡萄(えび，ぶどう)の皮

スクーターの車体，釣ざお，椅子，ヘルメット，ヨットの ような 暗い 赤紫 色に 茶色が 加わ っ た色 。ま た，紫 み のやボートの船体など用途は広く，それらのほとんどに塗

晴 い 赤 を 指 す 。現 在 で は 海 老 茶 と 書 く こ と が 多 い 。 伊 勢

料 (たとえばポリウレタン樹脂塗料) が塗装される。

海老をゆでた時のからの色が似ているからであろう。

エフロレッセンス
エピクロルヒドリン

efflorescenceepichlorohydrin

しっくいやモルタルの上にラックスペイントを塗った
場合，長い間に塗膜の上に白い粉が吹いたような状態にグリセリンのジクロルヒドリンをアルカリ処理して作られる不安定な無色の液体。沸点 115.2°C。
ビスフェニールＡ＊を反応してエポキシ樹脂を製造する。

な るこ とがあ る。素 地か らの可 溶性 塩 類が 塗膜 表 面に しみ出して，そこで結晶したものでこの現象をエフロレッ
センスという，エフロレッセンスの成分は，素地によって異なり，硫酸ナトリウム (Hens on，1953) ，炭酸カルシ
ウム (Scheufele， 1959) などが報告されている。エフロ
レ ッ セン スを 防 ぐに は ，エ ポ キ シ樹 脂 の よ うな 透 過 性 の
低 い シー ラ ー を 用 い るか ，上 塗 り の 合 成 樹 脂 エ マ ルシ ョン ペイ ント の 造 膜性 を 改 良 (微粒 子 ラ テ ックスと造 膜 助
溶 剤 の 組 み合 わ せな ど ) す るとよい と いわ れ ，また，合成樹脂エマルション中の添加剤を Na 塩でなく K 塩にするとよいといわれている。

エピコート
Epikoteエポキシフルキド樹脂塗料

エポキシ樹脂のシェル(株)の商品名。一般のエピコート

epoxy modified alkyd resin paintとして 812 から 1009 までよく利用されている。また， 特

エポキシ樹脂で変性したアルキド樹脂塗料をいう。

殊エピコートと して 152 とか O L-55 -B -40 な ど非常に

→ エポキシ樹脂塗料の項参照

番手も多くなっている。戦後，一番早くシェルがエポキ
シ樹脂を紹介し，エピコートなる名称がよく利用された。これに対応してチバ・ガイギー(社)のアラルダイト

エポキシアルキドメラミン樹脂塗料
epoxy modified alkyd meramine resin paintも著 名 で あ る 。参 考 に 前 記 2 社 の 樹 脂 の 特 性 を 示 す 。

→ エポキシ樹脂塗料の項参照- 50 -

日本塗装技術協会

エポキシイソシアネート塗料(1)

オキシラン環の反応を利用して橋かけ

epoxy modified isocynate paint
エポキシ樹脂 のもつ OH 基とイソシアネートの NCOさせる。
( ｲ ) ブ チ ル 化 尿 素 ， ブ チ ル 化 メラ ミ ン を 橋 か け 剤 と し基の反応による橋かけ塗料で，耐薬品性が特にすぐれてて高温焼きつけする。

いる。

硬 度 ，たわみ 性 ，付着 性 ，耐薬品 性の すぐれ た塗

エポキシエステル塗料

膜 が 得 られ るの で ，チ ュー ブ内 面 塗 料 な ど に 用 い ら→ エポキシ樹脂塗料れる。
(ﾛ) メラミンアルキド樹脂塗料，アクリルメラミン 樹

エポキシコールタール

脂塗料などに加えて，焼きつけると，付着，耐水，

epoxy modified coaltar

耐薬品，耐汚染などの性能が向上する。金属用プ ラ→ タールエポキシ

イマーとしても利用されることか多い。
(ﾊ) 低分子量の液状エポキシ樹脂にポリアミド樹脂をエポキシ樹脂加 えると 無溶 剤常温 硬化塗 料か得 られる。ハイビ ル

epoxy resin

ド，耐食性，耐薬品性にすぐれた塗料が得られる。

分子中に 2 個以上のエポキシ基を含む樹脂状物質またはその誘導体をいう。代表的なものはエピコート ＊とい(2)ヒドロキシ基をエステル化して用いる。

(ｲ) 脱水ヒマシ油脂肪酸のような不飽和脂肪酸でエスう商品名で知られているエピクロルヒドリンービスフェ

テル化したものにコバルト石けんのような乾燥剤をノール縮合物である。

加え ると常温乾 燥性のワニ スが得 られ る。常温乾 燥
形 の塗料と して は耐水 性,付 着性,耐 薬品性が よい 。
(ﾛ) (ｲ)と同じようなエポキシエステルをメラミン ，アル キ ド プ ラ イ マ ーに 併 用 す る と 付 着 ， 耐 水 な ど の 性能が向上する。
(ﾊ ) ア ルキド合 成に際 して ，ポ リオ ール成分 の 一つとして用いる。多価アルコールとして働くので，ゲル化を防止するため，始めに一塩基醸と反応させ(defunctioalyse という)機能度を下げてから用いる使用法もある。

エポキシ樹脂は反応性の強いエポキシ基がある上にそ

そのほか，エポキシ樹脂で橋 かけしたマトリックスのの分子中に比較的かたい環構造，しなやかなエーテル結合をもち，分子中のところどころにヒドロ キシル基があっ て ， 適 当 な 極 性 が あ り ，エ ス テ ル 結 合 の よ う な 加 水 分

中 に ア ス フ ァ ル ト や タ ー ルを 介 存 さ せ たタ ー ルエ ポ キ シなどがある。

解されやすい基はもっていないなどの特長があり，これが性能上に反映してきわめて特長のある樹脂となっていエポキシジンクリッチプライマー
epoxy zinc rich primer

る。分 子量の小さい もの は液状 ，高分子量の ものは同体

亜 鉛 未 顔料 とエ ポ キシ樹 脂か らで き てい るプ ラ イ マ ーである。塗料，接着剤としての利用が多い。

で，亜鉛末の電気化学的反応による強力な防錆作用とエ

エポキシ樹脂塗料
epoxy resin paint

ポキシ樹脂の同様な強いさび止め作用を利用したもの
で，95%以上の亜鉛末を含んでいる。

エポキシ樹脂をそのビヒクルの 一部または主要部分とす る 塗 料 を い う 。エ ポ キ シ樹 脂 の 種 類 ， 量 ，エ ポ キ シ 樹

エポキシフェノール樹脂塗料

脂に配合するビヒクル成分の種 類，顔料や溶剤，施工方

epoxy modified phenol resin paint法などで，その性能は千差万別で広範囲にわたるが ，ご分子量 2900 程度のエポキシ樹脂と，レグール形のまたく概観的にのべれば，エポキシ樹脂の特長は耐水性 ，耐はアルキルフェノール樹脂などを主体に，大体 70:30 の薬品性，付着性にあり，したがって，そのような性能上

比 率 で ゴ ールド ブレ ン ド または 予 備 縮 合 して 作 った高 温の特長を要求される所に用いられる。

焼付け形の塗料である。付着性がよく，耐アルカリ性がエポキシ樹脂を用いる方法としてはす ぐれ て い る。耐 薬 品 性 ，耐熱性 ，電 気 絶 縁 性 ，耐 摩耗
性 が よく，か ん，チ ューブの 内 外面 の 塗 装に ，タン ク，パ- 51 -

日本塗装技術協会

イ プ の ラ イ ニ ン グ に ， 電 気 パ ーツ の 保 護 ワ ニ ス に ま た コ

金属面に残り，塗膜不良の原因となることかある。

＊

イルコーティング に利用される。

エマルション塗料 → エマルションペイント
エポキシ変性アルキド樹脂塗料
エマルションペイント

epoxy modified alkyd resin paintアルキド樹脂＊の合成のとき，そのポリオール成分のemulsion paint＊

一つとしてエポキシ樹脂 を用いるとか，あるいはアル

い わ ゆ る 乳 化 重 合 体 塗 料 を い う。 エ マ ル シ ョ ン ペ イ ン＊

トには，大別して次の 2 種がある。

キド樹脂とエポキシ樹脂をコ－ルドブレンド した塗料
を い う。エ ポ キシ樹 脂 の 導入 によっ て 耐 水 性 ，耐 薬品 性

いて水中油滴形が(O/W )エマルションにしたもの。建が向士し，付着もよくなるが，耐候性においてはかえっ

築塗装などに利用される。

て変色しやすぐなるので，下塗り，中塗りなどに用いられることか多い。

アルキド樹脂またはエポキシエステルを乳化剤を用

1.

ビニル系(酢酸ビニ ル，塩化 ビニル，塩 化ビニリデ

2.

ン ) ， ア ク リ ル系 ， ス チ レ ン ブク ジ ェ ソ 系 乳 化 ｍ 合 仁が，合成樹脂エマルションペイントとして利用されエマルションる。

emulsion
液体の中に液体がコロイド的な大きさ(10-7~10- 4cm程度の大きさの分散系をコロイド分散系という)で分散

ＭＡＣ
最大許容濃度 (maximum allowable concentration)

しているものをエマルション(乳濁液)という。固体が液体中に分散していればサスペンション (けん濁液)での略。 → 許容濃度ある。分散相 (包まれている方の相) が油で，分散媒(包 ん で い る方 の 相 ) が 水 系 の と き は ， O /W ，そ の 反 対エメラルドグリーンのときは W /O のエマルションという。合成樹脂エマル

emerald green

ションといわれているものは，実はポリ酢酸ビニルや塩

慣用色名。4.0G6. 0/8 0， 宝石 のエメラルドのようなビ 酢 ビの 共重合 体が分 散相 だから，厳 密には エマ ルショ

あざやかな緑。

ンでなくサスペンションである。

エメリー
エマルション系アクリル樹脂塗料

emery

emulsion type acrylic resin paint

天然に産出する金剛(corum dum)砂不純物。おもメチルメタクリレート(MMA)/エチルアクリレートに研摩機に使用している。
最近 corumdum を人工的に造り ，研摩機に使用し(EA)共重合エマルション塗料である。この場合エチル
アクリレートは，コポリマー(共重合体)の可塑化成分ている。

で あ り ，内 部 可 塑 化 さ れ た乳 化重 合 体 で あ る。汎 用 さ れて い る 酢 酸 ビ ニ ル ( P VA c ) エ マ ル シ ョ ン 塗 料 よ り ， 性 能エライジン酸がよく，建築塗装などに広く利用されている。また，コelaidic acid

ンクリート材料に含浸させその補強に用いられる。

無色の鱗片状晶の融点 51°C，沸点 225°C の不飽和脂肪

CH3・(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH酸である。水にとけず，アルコール，エーテルに溶けエマルション脱脂
emulsion degreasing

る。シス形 異 性 体 で あ るオ レ イ ン 酸 に ，微 量 の 亜 硝 酸 を加えて放置するとできる。

け い 酸 ソー ダ や り ん酸 ソ ー ダな ど は ，水 溶 液 中 で コ ロ
イド粒子となる性質をもっている。このコロイドは金属

エリクセン試験器

面 の 油 を 吸 着 し 懸 濁さ せる作 用か あ るの で ，ケロ シン な

Erichsen film distensibility mater

ど の 溶 剤 と 混 合 し，さ らに 乳 化 性 の 強 い 非 イ オ ン 系 の 界塗膜の付着性を測定する試験器。

面活性剤を添加して脱脂剤とする。

塗 膜 の 付 着 性 は い ろ い ろ な は く離 の メ カニ ズ ム に よ っ

この脱脂剤を常温 または 加温して，浸漬法や スプ レーて 測 定 さ れ るが ， エ リ ク セ ン 試 験 器 は 主 と し て 塗 膜 の 破

法 で 処 理 したあと 水 洗 ま たは 湯洗 す ると ，油 は 乳 化さ れ

壊伸びに支配される測定法である。この種の測定法にはて脱脂される。

屈曲試験器や，衝撃試験器などが含まれ，ゴム弾性体やただ，処理後の水洗が不十分であると，界面活性剤が弾性変形を起こしやすい塗膜には有利な測定結果を得- 52 -

日本塗装技術協会

る。エ リクセン試験器 は中で も静的 な破壊伸び の測定 にエレオステアリン酸

効果がある。

eleostearic acid

エリクセン試験器は図のような構造をしており，そのCH 3 (CH 3 ) 3 CH=CHCH=CH･CH=CH(CH 2 ) 7 COOH

種類には横型，たて型とあり，手動タイプと自動タイプ

代表的な不飽和脂肪酸であり，不知和数の組み数 3 個などがある。

でリノレン酸と同じであるが，隣り合わせにある。

エリクセン試験器の判定は塗膜にわれが生じた時のおしだした距離(ミリメーター) で表示する。

融点 48~49°C であり，α-エレオステアリン酸は桐油の主成分である。

塩化ゴム塗料
ehrorinated rubber paint
ゴム誘導体塗料で，天然ゴムを塩素化したものを有機溶剤に溶かした塗料である。耐酸耐アルカリ性が 強く，タン ク内 面 塗 料 と して 利 用 さ れ る 。同 系 に は 環 化 ゴ ム 塗料などがある。

塩化パラフィン
chlorinated paraffin
パ ラ フィ ン を塩 素化 した化合 物で，白 色 の無 定 形の 粉末で無臭である。塩素 40%，70%の 2 種類がある。水には 不 溶 で あ るが ， 各 種 の 有 機 溶 剤 に と け る 。 酸 ，ア ル カ
リに は 侵 さ れ ず ，耐 火 性 が よいの で こ れ を 利 用 して 難 燃性塗料，耐薬品性塗料の添加剤として用いられる。

エルコメーター
elcometer

こ の ほか塗 料は く離剤 の蒸 発防止 剤 ，可 塑剤と して 使われている。

永久磁石を利用して，膜厚を測定する膜厚計。
磁性体上に塗られた塗膜厚の測定に用いる。測定範囲

塩化ビニリデンは 機 種 に より 異 な るが ， 1 / 1 0 0m m ~ 2m m ぐらい の 幅 ま

vinylidene chloride

でに使用されている。
大きさが 3×5×10cm ぐらいなので，持ち運びが簡便であり高所作業現場の膜厚，橋けたの膜 厚など のように，膜厚測定が困難な場所でも手軽に測定できる利点があ る 。 しか し ， 被 塗 物 が 非 磁 性 体 の 時 は 計 測 で き な い 。
また，塗料が磁性体のときは計測値がそのまま正確な膜厚とはならない欠点もある。図参照。

CH2=CCl2

沸点 31.7°C，比重 1.22 の揮発性，芳香ある液体で空気中で酸化されやすく，アミン系の安定剤を加えて貯える。塩化ビニルを塩素化し，1，1，2-トリクロルエタンとし，さらに消石灰で脱塩酸し作る。蒸気は麻酔性があり，人体に有毒である。重合してポリ塩化ビニリデ ンとして利用される。

塩化ビニリデン樹脂
polyvinylidene chloride(CH2CCl2)n

塩化ビニリデンの重合体で，単独重合体の軟化点は185~200°C，融点 212°C である。単独重合体は加工性が悪いので，少量の塩化ビニル，アクリルニトリルなどとの共重合体が利用され る。普 通 に用 いられているサラン
は塩化ビニリデンが 85%，塩化ビニル 15%程度で，耐薬品性の特殊ビニルラッカーとしてまたラテック スとして用いられる。この樹脂は，主として乳化重合，懸濁重合で 作 られ ，耐 薬品 性 ，吸 水率 ，ガス透 過率 が少 ない な どの特徴で，工業用品として利用されている。

- 53 -

日本塗装技術協会

単独重合体と共重合体があり，後者が耐薬品性，耐水塩化ビニルエマルション
polyvinyl chloride emulsion

性などの特徴を生かして塗料用として用いられている。

乳化重合した粒径 0.2μ 前後の塩化ビニル樹脂が，水相に懸濁分散した安定な陰イオン性エマルション であ

塩化ビニル樹脂塗料

る。一般に乾燥後に 130~150°C 以上に熱処理，溶融しな

polyvinyl chloride resin paint

いと成膜できない。用途は紙布，皮革などの含浸に，ま塩化ビニル樹脂の強靱性や耐化学薬品性と，酢酸ビニ

た壁紙のような装飾塗装紙など摩耗性を必要とするもの

ル樹脂の可塑性，易溶性を相合させた共重合体塗料であ.

に用いる。

る。共重合体には，塩化ビニル/塩化ビニリデン共重合体やアクリロニトリル/塩化ビニリデン共重合体などが塩化ビニルオルガノゾル

この系統に属しているが，塩/酢共重合体が最も多く用

polyvinyl chloride organosol

いられている。アメリカの U.C.C

塩化ビニル樹脂を主体とした高分子量の 粉末を，可塑イド) 社のビニライト(ユニオンカーバが著名で，VYHH

剤 と溶 剤 中に 分散 したもの で ，樹脂 溶 液と 異な っ て 塗装

(P VA c 15/P V C8 5 )が 代表 的 な塩 化 ビニ ル樹脂 であ る。

時においては多量の粉末樹脂を含むから，厚い膜が得 ら

こ の ほかに，金属へ の付着 性を改 良したマ レイン酸 変性

れ る。オ ルガ ノ ゾ ルはプ ラ スチ ゾルに 極 性と無 極 性 の溶の VMCH，ほかの樹脂との相溶性のよい VAGH などが剤を加えたもので，溶剤を含んでおり 250~400mm の開発され，市販されている。

厚さである。加熱によってゾルからゲルの変化をお こし
塗膜を作る。金属への付着が一般に悪いので ，カルボキ

塩化ビニルプラスチゾル

ル 基 を 樹 脂 中 に 考 慮 し た り ， 特 殊 プ ラ イ マ ー を 用 い ると

polyvinyl chloride plastisol

よい。2 膜の硬 ・ 軟の調節は，可塑剤量の調節で可能で高 分 子 量 の 粉 末 状 塩 化 ビ ニ ル樹 脂 を 主 体 に し た も のを ，液 状 の 可 塑 剤 中 に 分 散 した もの で ，加 熱 に よ っ て 塗ある。

布した膜は一度に数 mm の厚さに塗ることができる。流

塩化ビニル，酢酸ビニル共重合体

動性を与えるために添加可塑剤が多いと塗膜は軟かくな

polyvinyl chloride polyvinyl acetate copolymer

る。なお，樹脂の平均重合度は 400 前後であり，分子量

塩化ビニルの強じん性 ，化学薬 品性，酢酸ビニル の可は 10.000 くらいであり，熱安定剤を加えて，加熱時の樹塑性，付着 性を生かした共重合 体でバランスのとれ たよ

脂の分解を防止している。

い特性 を もつ。塩化 ビニルと酢酸ビニ ル の モル比の 70:
3 0 の ものは溶 解性 もよく，粘度も適当 である。これに 無塩化よう素試験

水マレイン酸を含んだものは付着性がよい。平均重合度

ボイル油や油性 ペイン ト中に魚油が 含まれてい るかどが 100~500 程度のものの塗料の需要が多く，耐薬品性うか調べる試験で JISK5400 に規定されており要用，防食用，かわら，コンクリート用塗料として利用さ旨は次のとおりである。

れる，なお，樹脂として代表的なベークライト社のビニライトの特性の 1 例を示す。

試 料 を 水 酸 化 カ リ ウ ム - エ チ ルア ル コ ー ル 溶 液 で け ん
化して得たせっけん溶液に硫酸を加えて脂肪酸を分離させ，エチ ルエ ーテ ルで抽 出す る。こ の 脂肪 酸に一 塩化 よう素酢酸溶液を加えて 15~20°C ・ 2 時間保ち，高度脂肪酸のよう素化合物による濁りまたは細かい沈殿の有無を肉眼で調べる。濁り ・ 白い沈殿が ないときは″白い沈殿ができない″と判定表示する。

塩基性顔料
basic pigment

塩化ビニル樹脂
polyvinyl chloride

塗 膜 に な って か ら被 塗 面 (主 と して 鉄 面 )に 対 して 微 -(CH2CHCl)n

塩化ビニルの重合体であり，主として懸濁重合でつく

アルカリ性を示す顔料。クロム酸塩顔料(ジンククロメ

るが ，低温 溶液 重合に よって 熱安 定性 の よ い もの もできード ＊ ，塩基性クロム酸鉛 ＊ )，亜鉛顔料 (亜鉛華 ＊ ，亜鉛る。可塑剤の混合量によって，軟質，硬質の差ができ

末 ＊ )，鉛顔料 (塩型性硫酸鉛 ＊ ， 鉛酸カルシウム ＊ ，鉛る。

白 ＊ ，鉛丹 ＊ ) など防錆 (さび止め) 顔料として使用され- 54 -

日本塗装技術協会

る。

塩基性炭酸 → 鉛白

塩基性クロム酸鉛

塩基性炭酸マグネシウム

basic lead chromate

baic magnesium carbonate

オレンジ色の結品性防錆顔料。赤ロ黄鉛の一種で鉛白

沈降性炭酸マグネシウム(precipitated magnesium(PbO)とクロム酸鉛(PbCrO4)からなり，それぞれのcarbonate)とも呼ばれ，略称炭マグ。組成は 4MgCO 3 ･性質，特徴を持っている。鉛白や鉛丹と同様，被塗面

Mg(OH)2･4H20,比重が小さく(2.2~2.3)，着色力が(鉄面)にアルカリ性の環境を作り，またビ ヒクルと反応して鉛石鹸を作り，耐水性，耐湿性のよい塗膜を作る。
屋内外の鋼構造物のさび 止め塗料に使用される。比重小さく，吸油量が大き いので，つや消し塗料のつや消し剤として用いられる。

塩基性硫酸鉛

5.8~6.4， pH7.5~8.5。

basic lead sulfate

こ の 顔 料 を 用 い た塗 料 の 規 格 に J I S K 5 6 2 4 - ( 19 7 2 )(塩基性クロム酸鉛サビ止ペイント＊) がある。

塩基性硫酸鉛には一塩基性硫酸鉛(PbSO 4 ・PbO)，三塩基性硫酸鉛(PbSO 4･3PbO)，四塩基性硫酸鉛 (PbSO ４・4PbO)などがあるが，一般に使用されるのは一塩基性と塩基性クロム酸鉛サビ止ペイント
basic lead chromate anticorrosion paint
アルカリ性で水分，酸素などの腐食性物質を酸化し三塩基性の硫酸鉛である。この両者の性能は特に大きな差 は な く，い ず れ も白 色 防 錆 塗 料 用 顔 料 と して 用 い られる。

て，酸化塗膜の欠陥を不動態化する作用をもつ塩基性ク
ロム酸鉛を含むさび止ペイントで，ボイル油などと混合

三塩基性硫酸鉛の場合，比重 6.4~6.6，吸油量 1.5~
1.8。

してペイントがつくられる。

炎焼法
塩基性けいクロム酸鉛

flame cleaning→ フレームクリーニング

basic lead siliaochromate ； basic lead silicatechromate
塩基性クロム酸鉛と同様オレンジ系の色調の防錆 顔

演色

料 ，活 性 シリカの 表 面 に 鉛 と クロ ム の 化 合 物 を 結 合 さ せcolo(u)r rendering ； colo(u)r rendition

たもので，組成は PbO46.0~49.0%，CrO 3 5.1~5.7%，

照明による物体色の見え方および物体色の見え方を決SiO 2 45.5~48.5%，比重 3.9~4.1，吸油量 13~19，かさ定する光源の性質。(JISK8105)
同じ色を昼間の光 (昼光) で見たときと電燈や (白熱3 4 . 1 ポ ン ド / ガ ロ ン で 鉛 丹 に 比 べ 比 重 は 小 さ く ，か さ は大きい。
屋外用鉄鋼橋造物 (橋梁，橋脚，水タンク，建造物 )電球) やけい光灯の光の下で見たときに，色がかなり違っ て み え る 。 こ の 色 の 差 が 大 き い 程 演 色 性 が 悪 い (大 きい) という。

用のさび止め塗料に使用する。耐チョーキング 性は鉛丹よりもすぐれているといわれる。また，この顔料はエマル シ ョ ン ペイ ン ト ， 水 溶 性 樹 脂 塗 料 ， 電 着 塗 料 な ど 水 系
塗料用さび止め顔料としても用いられる。

また，二つの色がある光源の下で見たとき，ほとんど
同 じ 色 調 に 見 え て も ，別 の 光 源 の 下 で 比 較 したと き 違 った色に見えるときにも演色性がある，メタメリがあるという。

→ メタメリズム
塩基性染料
basic dye

エンジ色

アミン塩または第四アンモニウム基をもつ水溶 性染

慣用色名。4.5R4.0/10.0，わずかに紫みのふかい赤。

料 。絹 な ど の 動 物繊 維 やナ イロン な ど に直 接 染着 す る。

あかね色 ＊ とほぼ同じ色調。エンジ (臙脂) は女性の化粧色調が鮮明で着色力も大きいが，耐光性が劣り，一般に料であるベニ(紅)の別名で，「和漢三才図会」 (1715 年ご

アルカリや洗剤に対して弱い。

ろ出 版された百科事典 ) には「紅花 の汁 をかためて 作 っなお，近年開発されたアクリル繊維 用塩基性染料は特たもので，脂に混ぜて女の顔を飾る」と書 いてある由。

に カチ オン 染料 と呼 ばれ ，耐 光性 かす ぐれ ，色 調 も鮮明

古代中国では丹(赤い土)に脂をまぜて作ったといわれ

である。

る。

- 55 -

日本塗装技術協会

エンジ虫(コチニール，ケルメス)はメキシコ，中央は困難である｡」としているが，比較試験として広く実用

アメリカ，ペルーなどのシャボテンに寄生する虫で，こされている。塩水噴霧試験 JISZ2371 に規定されての虫を蒸殺，または天日で乾燥して作った赤色染料は現

おり，写真のような試験器である。

在でも高級な毛織物や絹織物，また無害なので食品や化

試 薬 N a C I 5 % 水 溶 液 を 噴 霧 ノ ズ ル か ら噴 射 し て ， 試

粧品に用いられている。

料に霧が平均にかけ続け，錆の発現を促進する。

円すい形屈曲試験器 → 屈曲試験器

塩素化炭化水素chlorinated hydrocarbon (halogenated hydrocarbon)
ハロゲン化炭化水素ともいう。クロロ ホルム，四塩化

塩水浸漬試験
塗膜の長期防食性能試験のーつで，広く実用化されているが，その評価は定性的であり，ほかの 試験法(塩水噴霧，促進耐候試験，屋外ばく霧試験など )と併用される 例 が 多 い 。 こ の 試 験 法 の 特 徴 は 簡 便 で あ り ， し たが っていつ，どこでも，だれでも試験ができるなどの特徴がある。
JISK5400 では同一試料 3 枚の試験片をガラス容器に 1 個づつ 20°C の食塩水中に浸漬して 96 時間後の塗炭素，トリクロルエチレン＊，パークロルエチレン＊など
塩素を含む炭化水素。引火性の少ない所から溶剤のほか
冷 凍 剤 ， 消 火 剤 ，エ ロ ゾ ー ル 噴 射 剤 な ど に 用 い られ る 。
一 般に常 温で 安定 であ るが ，一部 の ものは 水分 ，空気 ，光などの存在で加水分解して塩酸を生ずるし，また ,400
°C またはそれ以上の高温ですべての塩素化炭化水素は分
解 し，有 毒 で 腐 食 性 の 塩 素 を 発 生 す るか ら，そ の 取 り 扱
いには特に注意が必要である。

膜を調べる。試験片 2 枚以上について塗膜にわれ，はがれ，さびを認めないときは″食塩水に浸しても異状がな

塩素化銅フタロシアニン顔料→ フタロシアニングリーン

い″とする。
な お ，お れ ， は が れ ，さ び が 発 生 す る ま で の 時 間 で 表示している例もある。

塩素化ポリプロピレン
chlorinated polypropylene

塩水噴霧試験

塩素含有量が 65%前後のものは白色粉末であり，30%

salt spray test

前後のものは溶剤型の樹脂である。化学的に安定で，薬塩水噴霧の雰囲気の中で，金属や金属表面に被覆した品性もすぐれ，水および水蒸気 の浸透に対しても抵抗性

も の ま た は 防 錆 油 な ど の 耐 食 性 試 験 の ― つの 方 法 で あが あ る。ア ル コー ル ，脂 肪 族 炭 化 水 素 に は 不 溶 で あ る。

る。

相容性がよく，耐薬品性，耐水性塗料として船舶用，コ

日本工業規格では JISK5400 で参考試験としてあり，

ンクリート用などに利用されている。

｢ 塗 膜 の 一 般 的 な さ び 止め 効 果と の 相 関 を 期 待 す るこ とエンタルピー
enthalpy
いま，1 つの系に熱を与え，また，仕事をさせると，その系の内部エネルギーU の変化は
⊿U=q-w (q：熱， w・・仕事)
一定圧力のもとでの反応では
qp=⊿U+P⊿Vと な る。こ れ を ⊿ H= ⊿ U+ P⊿V と おいて ， H を エン タ
ルピーとよぶ。(あるいは，H=U+PV)U は熱力学的関数であるから，エンタルピーもまた熱力学的関数である。

鉛 丹
red leadPb304

光明丹ともよばれ，四三酸化鉛を主成分とする赤味のオレンジ色無機顔料。製法は金属鉛を反射炉中で約 600- 56 -

日本塗装技術協会°C に熱して PbO (リサージ) とし，さらに同じ炉で 400

鉛 白~450°C で酸化させて Pb304 を得る。

white lead， basic lead carbonate， flake white

鉛 丹 は 油 脂 (アマ ニ油 ) と 反 応して 鉛 石 鹸と なり ，丈塩 基 性 炭 酸 鉛 ( 2P b C 0 3 ・ P b ( O H ) 2 )を 主 成 分 と す る

夫 で 付 着性 の よい 塗 膜 を作り ，ま た， P b 3 0 4 が 微ア ルカ

白色顔料，白鉛・唐土ともよばれる。金属鉛を炭酸ガ

リ 性 を 示 す と こ ろ か ら ， 鉄 鋼 に 塗 装 す る油 性 さ び 止 め 塗ス，空 気 ，水蒸 気の 混合物 に 触れ さ せなが ら，一 定の 温料用顔料として広く用いられている。ただし，アルミニ度で反応させて作る。鉛白は塩基性で植物油や脂肪酸とウムや非鉄合金は鉛丹を金属鉛に還元する傾向があるの

反 応 して 石 鹸 を 作り ，丈 夫 な 塗膜 を 作 るの で 防 錆 塗 料 ＊で，これらの塗装には適しない。

に用いられる。
比重 6.4~6.9，屈折率 1.94～2.09，粒子の大きさ 0.7

比重 9.0 でかなり重い。JlS K 5108-(1965)では成分によって鉛丹を次の 4 種類にわけている。

~2.5μ，で隠ぺい力もすぐれている。
なお，JISK5103-1965(鉛白)では色，着色力，隠ぺい力，吸油量,分散性のほか次のように規定している。

なお，塗料の規格としては JISK5622(鉛丹さび止めペイント＊），JISK5628(鉛丹ジンククロメートさ
び止めペイント 2 種) などがある。

鉛丹さび止ペイント

なお，鉛白を用いた塗料の規格とし JISK5452(1960) (堅練白鉛ペイント＊)がある。

鉛筆かたさ試験器

red lead anticorrosion paintpencil hardness tester

鉛丹とボイル油を混合したもので，調合したものは 貯

塗膜のかたさを測定する図のような試験器である。

蔵安定性がよい。広く橋げた，船舶の舷など強い防錆

塗膜 をかたさ の異な る鉛筆 で引っかき ，塗 膜に傷が で力を必要とする個所に利用されている。

きたとき(または素地に達したとき)の鉛筆かたさで表示する。

鉛丹ジンクロさび止ペイント

使用する鉛筆は JISS6006 に規定する高級品を使用

red lead zinc chromate anticorrosion paintし，日本塗料検査協会が検定した一連の硬度記号の鉛筆

鉛丹ペイントにさらに防錆力の強いジンクロメート

1 組を用いる。鉛筆は 9H から 6B まである。

を加えた高性能のさび止ペイントをいう。

判定は硬度記号が隣り合う 2 つの鉛筆について，破れが 2 回または 2 回以上と，破れないか，1 回破れたかと

鉛丹ジンクロプライマー
red lead zinc chromate primer
鉛丹ジンクロさび止ペイントの別名。

エントロビー弾性entropy elasticity
ゴムをひっぱってのばすと発熱する。(Joul-Gough 効果)これは，ひきのばすことによってエントロピーS が減少すること，つまり，(∂s/∂l)τ＜0 を意味する。エネ
ルギー弾性では，応力はエネルギーとして蓄えらているが，ゴムの場合，エントロピーが最 も大きい状態になろうとすることが弾性になって表われるので，エントロ
ピ ー弾 性とい う。一 般に ， 2 次転移 点 以上 の 温 度にあ る
無定形高分子はエントロピー弾性を示す。

- 57 -

日本塗装技術協会の 1 組を求め，後者の鉛筆記号を塗膜の鉛筆引っかき値干ある。底びかりする美しい着色ができる。

とする。

オイルパテ

JISK5400 参照。

oil putty

鉛 粉 → 鉛粉 (なまりふん)

白亜，タルク，亜鉛華，チタソ白などを油ワニスで堅く 練 り 合 わ せ た もの で ，被 塗 料 斜 面 の 凹 凸 ，小 孔 な ど を
埋め素地の平坦化に用いる。油生パテともいう。

エンボス化粧板
emboss fancy playwood
化粧板の表面に立体的な加工を行なうもので，感触 的

オイルフィニッシュにも視覚的にも導管 の凹部を立 体的に感じさせるもので

oil finish

ある。現在出ているものとして，高圧メラミン化粧板，

こ れ は. 木材 の 表面に 塗 るとい うの で は な く，木 材中 に

低圧メラミン化粧板，アミノアルキド化粧合板，エポキ塗り込む(浸透)方法である。その特徴は木材自体の特シ化粧合板，ポ リエステル化粧 合板，塩化ビニ ル化粧合

有 の 自 然 美 を 表 現 す るの に 最 もす ぐれ て い る。また ，塗板などがあり，木目エンボス，布目エンボス，石目 エン

膜 は ほ と んど 形 成 しな い の で は が れ ，塗 膜 の わ れ ，ピ ン

ボスなどのエンボス加工が ほどこされている。これらのホールなどがなく，防湿性，耐衝撃性，耐摩耗性がよ

用 途 は 家 具 ，壁 面 , キ ャ ビ ネ ット な ど に 使 用 さ れ て い る 。

い 。そ の ほ か 補 修 が き わ め て 容 易 で あ る 。欠 点 と し て は
乾燥が遅く，ウエットサンディングが大変である。まオ

た，塗りたてはオイルの臭気が出るが 時とともに消える。
オイルフィニッシュ用オイルのうちにも乾燥の比較的

オイチシカ油速いものと遅いものがある。アメリカ のものは乾燥が早

oiticica oil

く，アマニ油およびアマニ油を主体としたチークオイル

ケトン基と３つの共役二重結合をもつリカン酸を主成(チーク材の仕上げに適するように作られたもの)と，としている。常温で半固体であり，比重は高く，260°C

デン々－クのアンチークオイルは乾燥が遅い。

で数分間処理したものは長時間液状を保つ。含有脂肪酸

オイルフィニッシュ，の優劣は素地調整によって決定さの特殊構造のため，支那桐油に似た乾燥性 を示すとともれるものであるから，完全に行なうことが 第一条件であに ，反 応条件に よって 良好な 光沢 ，流展性 ，物性 値を 示る。材感が生かせる材としてチーク，オールナット，ロ

す 。オ イ チ シカの 果 核 を 原 料 と し，蒸 気 圧 搾 法 に よ , っ てーズウッド，ケヤキが適する。木材はソリット材が適作る。フェノール樹脂，エポキシエステル樹脂，アルキ

し，突き板の場合には 0.8mm 以上のものでないと効果

ド樹脂，ウレタン化油，スチレン化油の原料として利用がない。
基 本 的 な 工 程 は ，まず ，素 地 調 整 を したの ちチ ークオ

される。

イルを塗付して一晩乾燥させる。次に 2 回目を同様に塗オイルサーフェサー付し，直ちに耐水研摩紙 (#320 番程度)を 使用して平滑

oil surfacerになるまで研摩し，ペースト状のとぎ汁を導管にすり込

パ テ と 上 塗 り と の 中 間 層 と して の 性 能 を 備 え た中 塗 り

む ようにして余 分の もの をふきとる。その 後 1 時間ほ ど

あるいは下地塗料で，油ワニスと白亜，タルク，亜鉛

放置すると導管の深い郎分からオイルがにじみ出るか華，チタン白などをパテより少なく上塗りより多く含有

ら，これを除くためもう一度きれいなボロ 布でふきあげさ せたもの で あ る。素 地 調 整 が 主 な 日 的 に な るの で ，研て仕上げる。

摩性や上塗りの吸込防止性が性能のポイントになる。

オイルフィニッシュ用塗料
オイルステインoil finish paintoil stain

オイルフィニッシュは木材の美しさを発揮させる塗装

木 材 な ど を 着 色 す るの に 用 い る 染 料 を ，油 ，油 ワ ニ ス

で ， 木 材 の 表 面 に 塗 る もの で は な く ，木 材 中 に 浸 透 さ せに溶かしたものをオイルステインという。オイルステイ

るもの で あ る 。こ れ に 用 い ら れ る 塗 料 の 主 要 素 は ア マ ニ

ンには，油溶性染料が 主に使用され，オイルレッド (赤 )油，ボイル油，油性ワニスなどが あるが，最も多く使用

オ イ ルイ エ ロ ー(黄 )，オ イ ルブラ ウ ン (茶 )な ど が あ る。オ

さ れ るの が ア マ ニ 油 で あ る 。 こ れ ら の 主 要 素 に 加 え られ

イルステインは材質を荒さず，浸透性も大きく褪色も少ないが，ムラがでたり，上塗り，塗料のニジミなどが若る副要素として天然樹脂(ゴムなど)，合成樹脂(フェノールな ど ) ，乾 燥 剤 ，防 水 剤 ，溶 剤 ，着 色 剤 な ど が あ る。

- 58 -

日本塗装技術協会

一般の塗料組成と比べると比較的簡単なもので，木材に7.6(平均 7.1 くらい)となる。
なお，黄鉛は鉛系類料であるため，昭和 48 年より公害浸透させることが目的であるから粘度は低く(フォード
カップ No.4 で 10 秒程度)して用いられる。

対策，健康管理上の見地から，塗料中に含まれている黄鉛含有量を商品の容器(塗料缶)に範囲(たとえば含有

オイルフリーアルキド樹脂
oil free alkyd resin

量が 12%なら 10~2 0%というように )で示すよう義務づけられた。(労働安全衛生法＊施行令第 18 条)

多 塩基酸と 多価ア ルコールか らな る飽和ポ リエ ステ ル
で，アルキド樹脂が側鎖の脂肪酸で内部可塑化 している

黄色酸化鉄の に 対 し，オ イ ルフ リーア ルキド 樹 脂 は 柔 軟 で 分 子 運 動

hydrated yellow iron oxide

性のよい酸やアルコールを用いて主鎖自身を可塑化して安価な黄色系無機顔料。合成オ一カー(synthetic

い る。こ の 樹 脂 の 性 質 は ，使 用 さ れ る酸 や ア ルコール のochre)，黄色ベンガラなどとも呼ばれる｡主成分は Fe 2 O 3･

種 類 ，量に よっ て支 配さ れ るが ，特 徴 は脂 肪 酸を 含 ま な

H2O または FeO・OH。黄鉛＊に比べると鮮明さが劣い こ と ，そ して エ ステ ル結 合 で 結 ば れ た直 鎖 の 構 造 を もり，色調もややにごった黄褐色であるが ，耐光性，耐酸

つことである。メラミン樹脂と併用し，低温焼付用に ，性アルカリ性がすぐれ，耐熱性 (250°C まで)も比較的良また，ニトロセルロースと併用し，常乾用ラ ッカーとし好なところから鉛顔料を使用できない場合の安価な顔料て耐水性，耐汚染性，付着性の特徴を発揮する。

として自然乾燥型および焼付乾燥型塗料に広範囲に使用
さ れ てい る。針状 ま た は棒 状 の顔 料 であ るため ，色 分か

オイルプライマー
oil primer

れ＊を起こしやすいこと，また，吸油量が大きいなどの性質がある。
代表的な商品にコロンビア・カーボン 社(米国)のマピ

油ワニスに，さび止め性をもつ弁柄，ジンククロ メー
ト，などの防錆顔料を混用したものである。

コ(Mapico)がある。二，三の商品の特性を次に示す。

黄 鉛
chrome yellow， lead chromate
現 在 ，最 も一般的に 用い られ てい るクロ ム酸鉛 を 主 成
分 と す る無 機 黄 色 顔 料 。色 調 は レ モン イ エ ロ ーか ら朱 に
近 い オ レ ン ジ 色 ま で 広 範 囲 の 色 相 が あ る 。 J I S K 5 11 0 (1950) (黄鉛) では次の５種類に分類している。

黄 土 → オーカー

黄土色
ochre， ocher
慣用色名，10.0YR6.0/9.0，オ－カー，イエローオ
一カーともいう。黄みのにぶい黄赤 。カーキ一色＊より
いずれ も分散 性はす ぐれてい るが ，一般的 にいって緑も赤味か強く，さえており山吹色＊よりも濁った色調。

みの黄(黄鉛 10G)に近くなる程，耐候性，耐熱 性，耐化 学薬 品性 (耐 硫化水 素性 ，耐亜 硫酸 ガス性 ，耐 ア ルカ

黄 変リ性など)が劣り，だいだい色(黄鉛 R)になる程，こyellowing

れらの諸性能は良くなる。また，耐酸性は全般に劣る。

塗膜中のビヒクル＊や顔料が光，熱，ガス(亜硫酸ガ

ただし，現在では自動車用などに耐候性，耐化学薬品性

ス，硫化水素，アンモニア)水，油，料理やタバコの煙を改善した黄鉛が開発され使用されている。

な ど の 影 響 で 酸 化 ， 重 合 ，分 解 ， 汚 染 な ど に よ り 淡 黄 ま

J I SK 5 11 0 で は ，フ ルイ 残 分 (% ) 0 . 5 以 下 ，水 分 (% )10G は 2.0 以下，5G・G・R・5R は 1.0 以下，水溶分

たは淡褐色に変わる現象で，焼けまたは色やけともいう。クリヤー仕上げや白色塗膜に多く見られる。

(%)1.0 以下と規定している。比重は 10G で 5.4 前後で，油性塗料やアルキド系塗料は成分中の油(また脂肪色 調 が 赤 味に な るに つれて 比 重は 高 くな り ， R で 6. 7 ~酸)がアマニ 油，＞大豆油，サフラワー油＞ヌ カ油＞ヤ

- 59 -

日本塗装技術協会

シ油の順に黄変しやすい。

応力腐食

初期の電気冷蔵庫はアミノアルキド樹脂塗料を塗装しstress corrosion
鉄 鋼 材 が応 力 を うけ ると 内 部にひ ず みが 残り ，そ の 部ていたが，料理の油や煙によって汚染(黄変)しやすい
ので，現在はアクリル樹脂塗料が用いられている。

分は普通の場合に比べて腐食が非常に促進されるので，フェノール樹脂 ＊ ，ポリウレタン樹脂 ＊ ，エポキシ樹脂 ＊応力腐食とよばれている。これは 局部電池が形成されるな ど の 塗 料 も黄 変 しや す い が ，高 級 家 具 や キ ャ ビ ネ ッ ト

ため で ，応 力 が 繰 り 返 しの 場 合は 疲 労 腐 食 と い わ れ る。

など，木工用上塗りクリヤーに使用量の多いポリウレタ
ソ樹脂塗料は非黄変性タイプが開発されている。

大村と石-なお，JISK5400，6.5(促進黄色度)では白塗料のomura-whetstone

塗膜の色が湿度の高い空気中で黄変する傾向を，促進試と石の すり合わ せおよび塗膜の空とぎ用に用い られ て験にかけた塗膜を測色して得た三刺激値 XYZ から黄色いた。使用時に 3×4×2cm ぐらいの大きさに割ってさ D を次の式で計算している。

使用する現在では漆工の一部を除き研摩紙に変わってい
る。

オーカー
応力緩和

ochre， yellow ochre， sienna

stress relaxation

黄土ともいう。フランス，イギリス，イタリア，アメ

ある種の粘弾体に一定のひずみを与え，その ままに

リカな ど にあ る天然 の 土を 粉 砕 した無 機 顔料 ，酸 には 弱して放置すると応力が時間とともに小さくなる。これがい が 耐 ア ル カ リ性 が 良 く ，昔 か ら水 性 塗 料 な ど に 使 用 さ

応 力緩和 である。この ような 粘弾性 の性 質につい て考 え
るには図のようにスプリングとダッシュポッ
ト を 直列に つない だ模 型 (Ma xwe l l m del とれ，また，主成分は SiO227~63%，Al2O3 2~33%，
Fe2O38~70%(そのほかにイタリア産のシエナーは少量の MnO を含む)発色成分は Fe2O3。

いう)を考えるとよくわかる。スプリングの粘性 率を G ，ダッシュポット の粘性率 を η と
す ると ，こ の モデ ルに 1 定 のひず み を与え ，そのまま放置したときの応力は S=S0e-t/r

色調が似ている所から黄色 酸化 鉄 ＊ (合成オ ーカー )を
オ ーカーと 呼 ぶ こ と が あ り ，現 在 天 然 産 オ ーカー は 塗 料
用に ほとんど使 用していない のに混 同して名称が 用い られている。

で与えられる。S は応力，S0 は初期応力，t は時間，
τは n/G で緩和時間とよばれる。

オーキッド
orchid

応力-ひずみ曲線
stress-strain diagram
物体に，ひっぱり，圧縮，ずりなどの力を加えると，慣用色名。7.5P7.0/6.0，洋蘭(orchid)の花のような 色 で ，わず かに 赤味 の 薄い 紫 (l i ght purpl e )。ウ ィ ス
タリア(wisteria)，藤色より赤味でさえた色調。

物 体 の 内 部 に は 与 え ら れ た 力 と 大 き さ が 等 し く ，方 向 が反 対な力が働 く ，物 体の内 部の任 意の面 を考え ，こ の 面

オーディ(OD)色 → オリーブドラブ

を通してその両側の部分が;互いに及ぼしあう力が応力であ る 。 応 力 が あ る 値 以 上 に な ると ， そ れ に 応 じ て 物 体 は変形する。その変形の度あいがひずみである。図は典型

オーバースプレーover splay

的なひっぱりの応カ-ひずみ関係である。このような応力とひずみの関係の線図を応力-ひずみ曲線という。

噴 霧塗 装 を行 な うさい ，吹き つけられ た塗料が 全量 被塗物に吸着されれば問題はないが，実際には塗面にぶつか って はねかえったり ，圧 縮空 気の 流れに のって被 塗物に吸着されずに飛散してしまう場合が少なくない。これ
らの現象をオーバースプレーという。

オールドローズ色
old rose
慣 用色 名 。1. 0R6. 0/ 6. 5 ，桃色や 紅梅 色 より も紫が かったうすい赤で，ややくすんでいる。ヴィクトリア王朝- 60 -

日本塗装技術協会(19 世紀中頃)時代から世界中の人々に用いられてきたと呼ばれる色は純色と考えてよい。

色。

オストワルト表色系
Ostwald system

オキシトールヴィルヘルム・オストワルト (1853～1932)によって創案された表色方法。オストワルトはドイツ の物理化学→ エチレングリコールモノエチルエーテル

者 で ，こ の領域 の開 発でノ ーベル化 学賞を 受け ，晩 年になって色彩学にうちこんだ人である。

オクタノール → オクチルアルコール

JISZ8105 では「色相，白色量(W)，黒色量(S)によ っ て 物 体 色 を 表 わ す 。 白 色 量 ， 黒 色 量 ，純 色 量 ( V ) のオクチルアルコール
octyl alcohol， octanol

関係は，つぎの式によって表わされる。
C4H9CH(C2H5)CH2OH

100=W+S+V

エチルヘキシルアルコール(ethylhexyl alcohol)のこ」と説明している。つまり色はすべて白と黒と純色の混合al-から成ると考える。白，灰，黒を中心軸とする二重円錐

cohol)ともいう。無色透明の液体で，芳香のある剌激

の形の色立体(図はその一断面)で，色相は 24 分割(1，臭を有する。

2，3 黄，4，5，6 鐙，7，8，9 赤，10，11，12 紫，13，14，15 紫青，と。オクタノール，カプリルアルコール(caprylic

高沸点溶剤で焼付塗料のほか可塑剤や消泡剤などとして塗料に用いられる。

16，17，18 青，19，20，21 緑，22，23，24 黄緑)で 24 色相でたりないところには 1/2 の間隔でさらに細分化してある。
無彩色は白が a，黒が p で，白，灰，黒の軸が a・c・
e・g・i･l・n・p の８段階にわけられており，白をバックにして並べると等感覚差に近い。
純色は黒色量が a，白色量が(したがっていずれもなお，JISK1525(オクチルアルコール)では，オクチルアルコールの種類として n-オクチルアルコールおよび 2-エチルヘキシルアルコールを次のように規定しゼロ)という意味で，pa で表わされる。色相の数字と組み合わせれば 2pa が黄色，8pa が赤，17pa が青の純 色 で あ る 。 中 間 色 は 2 i c ， 8 n g と い う よ うに 書 く 。 ( 図
参照)

ている。

先 に J IS で 説 明 した ように ，オ スト ワ ルト の 考 え 方 は
純色に白と黒の量をあわせて 100 とするもので，画家やデザイナーは純色(原色)を白でうすめ，黒でにごらせた時 の 色を 経験 的に 知ってお り ，分 かり やすい の で印 刷
関係 では この表色 糸が広く使用され ている。塗 料関係 でもあ る自 動 車 メ ーカ ーの 塗 色 は オ スト ワ ルト 表 色 糸 で 色
名を表示している。
なお，この色票には「カラー・ハーモニー・マニュア
ル＊」がある。

オストワルト純色
full colo(u)r
色彩用語。オストワルト表色系＊において白色量および 黒 色 量 が ゼ ロ の 色 。 (J I S Z 8 1 0 5 色 に 関 す る用 語 )オ
ストワルト表色系＊で，白，黒，純色の三 角形の一つの
頂 点 と な る色で ，そ れ ぞ れの 色相 で 最 もさ え た色 が こ れに当る。黄，橙，赤，紫，青，緑，黄緑など一般に原色- 61 -

日本塗装技術協会

オストワルト粘度計

オリーブグリーン

Ostwald viscometer

olive green

毛 細 管粘 度肝 の 一種 で ，図 1 の ような 構造 を してい慣用色名。3.0GY3.5/3.0，オリーブの葉の色のようる、一 定 量 の 液 体 が 毛 細 管 を 通 っ て 流

な渋い黄緑。

出するのに要する時間で測定する粘度計で，主として研究用に広く用いられオリーブドラブolive drabている。

慣用色名。7.5Y4/2，ドラブとはくすんだとび色，まオストワルト粘度計には測定する試料の粘度に適応するよう，太さの異なる数 種 類があ り ，0. 4 0 ~ 1 0 . 0 P の 範 囲が可能である。取扱い，洗浄が困難
であり，エナメルの粘度測定には適応

たは 泥 色 を 指す 。オ リーブド ラ ブは わ ずか に緑 み の暗 い
灰黄色というよりは米国陸軍の戦闘服や兵器， 自動車(トラッグ，ジープ)の色といった方がわかりやすい。
目立ちにくい色なので，迷彩に適している。 OD 色と略称される。

できないなどの欠点もある。
また，オストワルト粘度計を改良しオリゴマー

た改良オストワルト粘度計もある。

oligomer

JISK5400 では，JISZ8803 に示す改良オス

オリゴはギリシャ語で(少)，(貪)を意味し，モノマー

トワルト粘度計(図 2)と測定方法によるよう規定し，と ポ リマ ーの 中間 体程 度の ものであ り構造 単位 の繰り 返

同時に粘度計定数および粘度計係数の定め方も規定してしの数(重合度)が 2 から 20 程度の重合体をいう。たといる。

えば四塩化炭素中におけるエチレン のラジカル重合では，連鎖移動が特におこりやすく，これによって生ずる･ CCl 3 の 重合開始能 も大きい 。こ のためエチレンに対 する四塩化炭素の量を調節することによって，生成物 CI 3 C(CH2CH2)nCI の n の値が約 10 以下の低分子化合物，すなわちオリゴマーを作ることかできる。オリゴマーは塗料として新しい利用が期待されるものである。

折り曲げ試験
曲げ試験，屈曲試験などともいわれるが， JIS では
測 定 器 を 屈 曲 試 験 器 と い い ，折 り 曲 げ に ど の く らい の 耐性を有するかを「耐屈曲性」と表示している。
屈曲試験器は次に示す二種があるが，わが国では前者が広く採用されている。
その 1 は，JISK5400 に示される方法で，各種直 径の 丸棒と ，こ の丸 棒中心に試 料を 折りまげるため の2 枚の金属板とがあり，どの直径の丸棒 を使用した時われが生じたか丸棒の径で表示する。(写真参照)
その 2 は，図に示すような円すい形の軸にそって試料を おり折 げ ，われ の生 じた部分 の軸 の太 さで 表示す る方法である。
屈曲試験は折り曲げ速度，塗膜厚，温度，試料の表面
あ らさ など に影 響 を受 け るので ，各 種 条 件を 規 定す る必要がある。
屈曲試験の塗膜の破壊伸びは次式で計算する。

オリーブ色
olive
慣 用 色 名 。 7 . 5 Y 3 . 5 / 4 . 0 ， オ リー ブ の 実 の よ う な 暗 い
灰黄で，オリーブドラブ＊よりわずかにさえた色。

- 62 -

日本塗装技術協会

オレンジ色
orange慣 用 色 名 。 6 . 0 Y R 6 . 0 / 11 . 5 ， 標 準 的 な 黄 赤 で さ え た
色調。いわゆるミカン色よりもバーミリオンに近い。

オレンジ・ピール
orange peel
ゆずはだ，ガンはだなどともいう。吹付塗装の時におきる塗膜の仕上がり外観の欠陥で，夏みかんのはだのよ
うな荒れた塗膜面となる状態を指す。
原因は塗料の溶解性不良(使用したシンナーが塗料に合 わ な い場 合 ，塗料 の かき まぜ不 十 分 のとき )塗 料 の吹付粘度が高いとき，吹付塗装時の噴霧状態が不十分な場
合，塗装室の通風か強い時，スプレーガン を近ずけすぎ
た 時 ， 反 対 に 遠 す ぎ た 場 合 ( ス ブレ ー ガ ン の 先 端 と 被 塗物の距離は 25cm くらいが標準)など。

力
カーキー色
慣 用色 名 。 1. 5Y 5. 0/ 5. 5 ，乾い た赤 土 (関 東ロ ーム 層 )に似 た色 。旧日 本陸軍 の軍服がこ の色 だった。カーキー
はンドウー語で土の色の意である。

オルガノゾルカーダノールorganosol

cardanol

オルガノゾル塗料のゾル系状態をいう。

カ シ ュ ーナ ット 穀 液 の 加 熱 法 に よ っ て 得 られ る 液 の 中に含まれる 1 価のフェノールのアルケニール誘導体であオルガノゾル塗料
organosol paintビニ ル樹 脂を 有機溶 剤あるいは可 塑剤とと もに分散 さる。す な わ ち ，一 般 の 抽 出 液 の 主 成 分 は ア ナ カルド 酸 とカードールであり，アナカルド酸が熱処理によって脱炭酸され，カーダノールになったためである。

せたもので，樹脂の微粒子は溶剤あるいは溶剤と可塑剤

フェノール性化合の中で膨潤してゾル系を形成する。この塗料の塗装法物であり，ホルマリ

は，浸漬または展延法で，前者では加熱した被塗材の浸ンそのほかこれと同

漬塗 ，後者 では加熱に よる溶融で塗 膜を形成させる。最等の物質と容易に反近の粉体塗料の原形である。

応し，縮合物を作る。また，加熱，酸の存在のもとで反応し硬化する。

オルソけい酸ソーダ → けい酸ソーダ
カーテンフローコーター
curtain flow coater

オレイン酸
oleic acid

塗料を上部にあるタンクから薄いフィルム状にして落CH4(CH2)7CH=CH(CH3)7COOH

不乾性植物油の主成分をなす不飽和脂肪酸であり，油酸ともいう。無色，無臭の油状液体で沸点 223°C(10mmHg)でオリーブ油，椿油はこの酸のグリセライドが主で下させ，被塗物を搬送するン ベアーの中間に塗料のカーテンを作り，この薄い塗料のカーテンの中被塗物をくぐらせることにより塗装する機械である。
被塗物の形状は平面状のものに限 られるが，塗装スピある。水素添加するとステアン酸となる。この酸の金属塩はドライヤーとして用いられる。

ードについではどの方法よりも速く，塗膜厚も自由に調- 63 -